Преображенская Вера Николаевна

Поделки из бересты

Вера Николаевна Преображенская

Поделки из бересты

Предисловие

Каждый народ на протяжении своей истории сформировал самобытные традиции в изготовлении и декорировании обычных бытовых предметов. В прошлом изделиям, выполненным из местных растительных материалов, отводилось большое место в жизни людей – их использовали как для повседневных нужд, так и в качестве праздничных украшений. Можно привести немало примеров плетения из лозы, соломы и другого природного сырья. Но мы поговорим о бересте – материале, отличающемся пластичностью, неповторимой текстурой, красотой, водонепроницаемостью, устойчивостью к гниению, легкостью.

Наверное, нет другого такого материала, который бы находил применение практически во всех сферах жизни и деятельности русского (и не только) человека, начиная со строительства сооружений (бересту подкладывали под венцы рубленого дома, подоконники, перекрытия, чтобы защитить их от влаги), сапожного ремесла (найдется ли человек, который никогда не слышал бы про лапти?!), рыболовства (берестяные поплавки были очень распространены, берестой обшивали лодки), кухонной утвари и заканчивая детскими игрушками, женскими украшениями и принадлежностями для письма (вспомните знаменитые берестяные грамоты!) и рукоделия.

Для хранения всевозможных мелочей (лоскутов, пуговиц, клубков пряжи и пр.) плели небольшие корзинки и коробочки; собираясь в лес, брали специально предназначенные для этой цели пестери (сумки, напоминающие современные рюкзаки или ранцы), в которых собранные ягоды и грибы не мялись; квас, пиво, мед, масло, молоко было принято держать в туесах, в которых продукты длительное время сохраняли свою свежесть, а напитки – прохладу; из бересты делали музыкальные инструменты (рожки, жалейки); для малышей изготавливали шаркунки – погремушки и т. д.

Несмотря на то, что в современных социально-экономических условиях отпала необходимость в большинстве исконных бытовых предметов, но потребность в изделиях, сочетающих гармонию пропорций, красоту, живую фактуру, остается. Чем дальше уходит от нас прошлое, тем более ценим мы рукотворное изящество, самобытность и оригинальность.

В нашей книге мы поговорим обо всем, что касается работы с берестой – от заготовки и хранения до изготовления и несложных предметов, которые можно без труда выполнить прямо в лесу, и таких, над которыми придется потрудиться, может быть, не один день. Надеемся, что, прочитав ее, вы захотите попробовать свои силы в этом деле, привлечете своих детей, ведь совместное творчество сближает.

БЕРЕСТЯНАЯ ГРАМОТА

Заготовка, обработка, хранение растительного сырья

На Земле произрастает примерно сто двадцать видов берез. Из них около сорока встречается на территории нашей страны. Самая распространенная – береза повислая (или бородавчатая), вырастающая до 20 м и живущая приблизительно 120 лет.

Как и всякое дерево, береза покрыта корой, но корой не обычной, а состоящей из многочисленных тонких и одновременно прочных, очень эластичных, гладких слоев, которые легко отделяются один от другого (верхний эластичный слой березовой коры и называется берестой). С каждым сезоном количество слоев увеличивается, кора постепенно становится все толще. По их числу, как по годичным кольцам, можно установить возраст дерева.
Наружные слои березы повислой, как правило, бывают белыми и могут отличаться от других пород лишь его оттенками. Белый цвет коры отражает солнечные лучи и не дает стволу перегреваться в жаркие летние месяцы. Внутренние слои (те, что обращены к лубу) имеют разный цвет, который варьируется от желтоватого до темно-коричневого. Наружные шелушащиеся слои – это изнаночная сторона бересты. В изделиях береста обращена к нам более прочными и красивыми внутренними слоями, которые поэтому называют лицевой стороной.

...

Вероятно, береза – единственное дерево, про которое сложено огромное количество поговорок, пословиц, песен, загадок. Она не только радует глаз шелестящей зеленью весной или золотом листвы осенью, но и дает человеку необыкновенный поделочный материал – бересту (берёсто).

Оригинальный материал, ровный, с красивыми узкими полосками, дает береза пушистая. Именно мелкий густой пушок, покрывающий листья и тонкие, еще молодые побеги, отличает эту породу от березы повислой. Береза пушистая встречается в сосновых или еловых лесах, образуя там второй ярус (она теневынослива), ее вы найдете и в пойменных местах, которые заливает весеннее половодье. Листья березы пушистой овальные или яйцевидные, обычно двоякозубчатые. Ветви этого дерева не обвислые, а цвет (сережки), созрев, долго не осыпаются.

Кора березы покрыта чечевичками – поперечными штрихами черного или темно-коричневого цвета, которые придают бересте неповторимое своеобразие и привлекательность. С функциональной точки зрения, это своеобразные поры, которые заполнены рыхлой тканью и которые, будучи открытыми летом (бытует и такое их название, как «форточки»), обеспечивают газообмен, важный для растения, т. е. береза через них дышит. С наступлением холодов чечевички заполняются веществом, специально вырабатывающимся деревом, и закрываются, защищая березу от морозов. Отсюда понятно, что береста особенно прочна весной, когда чечевички еще закупорены. Благодаря чечевичкам, которые бывают крупными и мелкими, короткими и протяженными, на березе складывается своеобразный узор, который отличает ее от деревьев других пород. Кроме того, они усиливают декоративное звучание изделия, например в плетеных поделках чечевички, расположенные вдоль полос, подчеркивают особый ритм плетения.

Для изделий в наибольшей степени подходит желтая, золотисто-желтая либо желто-зеленоватая береста, о которой мастера говорят, что она широкопластная, ровная, слоистая, бархатистая на ощупь, легко растягивающаяся, с некрупными чечевичками. Необходимого качества бересту (гладкую, без наплывов, порезов, утолщений, грибов и других дефектов) можно добыть с берез, возраст которых не превышает 20–40 лет. Такие деревья имеют диаметр ствола 15–20 см и растут на боровых склонах, в не слишком тенистых смешанных лесах. Если мастер работает в технике прорезной резьбы, то он ищет деревья возрастом 15–17 лет.

Березы, растущие по окраинам опушек, как правило, имеют толстую кору. Береста у них покрыта длинными широкими чечевичками, гладкая, плотная, мало растягивающаяся, да и по цвету она отличается, так как бывает желтой с красноватым оттенком. Встречается и разноцветная: желтая, если березовый бок ориентирован на север, и красноватая – если на юг. Такой материал считается второсортным, поскольку его обработка и подготовка потребуют немало времени и усилий.

...

Из древнерусских летописей известно, что в Новгороде расписной берестой отделывали стены домов, выстилали ямы, в которых хранили зерно, обвивали пастушьи дудочки и рожки и даже перевязывали раны, которые под такой повязкой быстро заживали.

Березы, которые произрастают на заболоченных почвах или отдельно возвышаются посреди открытого пространства, тоже желательно обходить стороной, так как береста, взятая с них, бывает непрочной, неэластичной, покрытой пятнами и точками разнокалиберных чечевичек, испещренной ходами, проделанными насекомыми.

При заготовке бересты надо соблюдать и определенные сроки, которые различны в разных географических поясах, местах произрастания деревьев, времени прихода и особенностей весны.

В средней полосе лучшее время для этого – конец мая – начало июня, на севере – конец июня – начало июля. В это время уже нельзя выпить березового сока, листья на деревьях становятся темно-зелеными и более крупными (с пятирублевую монету). Можно ориентироваться и на явления природы – после первого грома, когда появятся комары или зацветет рожь. Продолжается период заготовки бересты и лыка до конца июля.

В устоявшуюся жаркую погоду береста со ствола снимается легко – достаточно только надрезать ее. При этом слышится легкое потрескивание, а края коры приподнимаются по линии разреза. Не пропустите этот период, если планируете серьезно заняться берестяным ремеслом, тем более что в это время береста имеет красивый золотистый оттенок. Если задержитесь, береста соединится со стволом настолько прочно, что снять ее будет практически невозможно.

Осенью, когда опадут листья, но еще до первых заморозков, можно заготовить небольшое количество бересты, хотя в это время она снимается трудно и бывает покрыта слоем луба (его вы отличите по более светлому цвету).

Наиболее легко можно снять бересту с деревьев с прогнившей древесиной или с сухостойных, пораженных трутовиком. Этот материал отличается различными оттенками красновато-коричневого цвета.

К заготовке бересты следует относиться серьезно, поскольку дело это непростое и даже опасное. К экспедиции следует подготовиться и отправиться в нее либо вдвоем, либо целой группой. Вылазка окажется более удачной, если провести предварительную разведку, подобрать подходящий участок, договориться с местным лесничеством – в общем, соблюсти все формальности. Нельзя приехать в лес и начать сдирать кору с первых попавшихся берез. Необходимо помнить, что кора – эти жизненно важный для растения орган, без которого оно погибнет. Только лесник укажет место, где планируется вырубка под просеки, дороги и пр. С таких или уже мертвых деревьев и можно брать кору.

Кроме того, в лесу всегда можно найти упавшие березы, у которых под сохранившейся корой находится сгнившая древесина. Береста с подобных деревьев имеет свои декоративные особенности, поскольку ее внутренний слой благодаря красящим веществам камбия отличается разными оттенками красновато-коричневого цвета. Если такую бересту выдержать в горячей воде и потереть щеткой, то она изменит свой цвет на розоватый или желтовато-зеленый.

Обратите внимание на деревья с еще крепкой древесиной, но с разрушенным слоем камбия, тем более что снять с них бересту можно не только легко, но и в любое время года.

...

Деготь высокого качества получали из березы. Благодаря ему телеги не скрипели, обувь не промокала, а конская сбруя не твердела на морозе. Запах дегтя известен нам по ихтиоловой мази.

Сказанное в равной степени относится к сухостойным деревьям, зараженным трутовиком (его наличие – надежный признак того, что береза мертва; он поможет вам не ошибиться при заготовке бересты ранней весной, зимой или поздней осенью, когда листьев на деревьях еще или уже нет). Чтобы снять бересту с таких деревьев, достаточно поддеть ее ножом.

Для поездки в лес следует соответствующим образом экипироваться – надеть рубашку с длинным рукавом, обуть сапоги и заправить в них брюки, защитить голову и шею легким платком. Обязательно иметь при себе средство от комаров.

В лесу торопливость излишня. Походите, осмотритесь, постарайтесь разглядеть свою березу, а выбрав, обойдите ее вокруг, дотроньтесь до коры, стряхните с нее соринки, шелушащиеся частицы, прикиньте диаметр, попробуйте определить возраст дерева, обратите внимание на характерные особенности и, может быть, даже представьте, как будет выглядеть готовое изделие. Наверняка поначалу вы испытаете растерянность, но с опытом придут спокойствие и уверенность.

В зависимости от того, каким образом вы собираетесь использовать материал, заготавливается он по-разному.

1.  Пластовая береста представляет собой кору, снятую куском, по длине равную окружности ствола, а по ширине – длине вертикального надреза. Этот материал применяют для сшивных изделий (коробов, туесов) и декоративных панно. Можно и разрезать его на ленты и использовать для плетения.

Чтобы снять пласт бересты, ножом-косяком аккуратно, без нажима, чтобы не повредить луб (если после съема луб останется неповрежденным, значит, вы действовали правильно, причем после этой операции дерево не погибает, сохраняя на месте снятого пласта темно-коричневую полосу), сделайте вертикальный сверху вниз надрез длиной 30–40 см (рис. 1). Заметьте, что горизонтальные надрезы не делают.

С помощью ножа или заранее припасенного деревянного клина, изготовленного из твердой древесины, осторожно отделите пласт от ствола и снимите целиком (желательно надеть брезентовые перчатки, чтобы не поранить руки), после чего очистите наружную сторону коры ото мха, сора, оставьте в тени примерно на 30 мин, чтобы береста подсохла.

Рис. 1. Заготовка пластовой бересты

Если представится возможность снять широкий пласт коры, то понадобится нож, прикрепленный к длинной (примерно 1 м) деревянной ручке, которым и надрез можно сделать и бересту отделить от ствола.

...

Береста – материал не только доступный, хорошо обрабатывающийся, богатый по цвету и текстуре. Она отлично сочетается с другими природными материалами, что позволяет изготавливать прекрасные поделки.

После этого подберите приблизительно одинаковые по размеру пласты (по 7–9 штук), скрутите их рулоном лицевой стороной вверх, заверните в бумагу и обвяжите веревкой. Обратите внимание на то, чтобы края бересты были расправлены. Если оставить их в том виде, в каком сняли, то они при высыхании закрутятся, и придется либо потратить время на их выпрямление, либо обрезать и потерять часть материала.

Пласты можно сложить в пачки, перемежая то лицевую, то изнаночную сторону. Такой способ хранения имеет определенные преимущества, поскольку с ровной плоскостью работать удобнее.

2.  Для плетения из бересты коробов, сумок и иного понадобятся длинные спиральные ленты ( лыко, лычки ). Чтобы заготовить такую бересту, прочертите по стволу шилом линию-серпантин, выдерживая между витками одинаковое расстояние, потом выполните по стволу сверху вниз спиралевидные надрезы (рис. 2) необходимой ширины – как правило, не более 10–30 мм (делать лычки более 60 мм шириной мастера не рекомендуют, потому что широкие ленты в процессе плетения растрескиваются чаще, чем узкие) и отделите полосы (их длина может доходить до 2–3 м).

Рис. 2. Заготовка спиралевидных лент

Для мелких сувенирных изделий обычно нарезают ленты шириной 5–7 мм. Понятно, что на глаз непросто выдержать одинаковое расстояние между витками и не нарушить параллельность линий. Задачу облегчит специальное приспособление – чертилка, для изготовления которой толстую стальную проволоку согните пополам, заточите концы на конус, скруглите и зачистите заусенцы (иначе они оставят ненужные следы на бересте). Ножки чертилки должны легко скользить по коре, оставляя на ней характерный след, ориентируясь на который вы без труда нарежете берестяные ленты.

При этом держите нож правильно (рис. 3): указательный палец должен лежать на обушке, остальные три пальца должны плотно обхватывать рукоять, а большой палец должен упираться в дерево, тем самым ограничивая ширину ленты.
Чтобы очистить ленту ото мха и сора, нужно потереть ее о шершавую кору, например, ели или ольхи, обычно растущих неподалеку. Можно воспользоваться и наждачной бумагой, если вы не забыли захватить ее из дома.

Рис. 3. Положение ножа в руке при заготовке ленты

Ленту можно смотать в клубки или рулоны (непременно лицевой стороной наружу), но посередине надо обязательно оставить отверстие, чтобы материал проветривался. Опытные мастера советуют для снятия берестяной ленты воспользоваться специальным приспособлением – резаком с ограничителем (рис. 4). Его лезвие прорезает бересту, а ограничитель тут же отслаивает кору от ствола.

Рис. 4. Резак с ограничителем для заготовки берестяной ленты: а) вид сбоку; б) общий вид

Кому-то может показаться более удобным такой способ: надрежьте кору в начале ленты, отделите ее от ствола и, оттягивая ее одновременно вниз и по спирали, снимите полосу, помогая себе деревянной стамеской или тупой стороной ножа.

Приноровившись, вы сможете добывать ленту длиной до нескольких метров. Задачу облегчит деревянная стамеска.
3. Труднее всего заготавливать бересту в виде цилиндра, который в разной местности называют сколотнем, дупле и т. д. Такая заготовка идет на изготовления туесов с бесшовной стенкой. Для подобных изделий особенно тщательно выберите дерево. На стволе не должно быть изъянов (наростов, трещин, раневых пятен) которые оставляют заросшие сучки, и пр. Кора должна быть гладкой, эластичной, чечевички – мелкими. Сколотень можно снять только с поваленного дерева (если его древесина подгнила, то заготовить бересту не составит труда), причем дерево должно быть срублено весной или в начале лета, иначе снять цилиндр не удастся. Если придется самим валить березу, то сначала осмотрите окружающую местность и спилите дерево с учетом направления ветра. При этом комель должен остаться на пеньке, а основная часть ствола – свисать в полуметре от земли (для этого предусмотрительно подложите валежник или ствол засохшего дерева).

...

Работа с берестой издавна была ведущей в народном творчестве, особенно в Европейской России – в Новгородской, Вологодской, Велико-Устюгской областях. До нас дошли предметы, датированные X–XVII вв.

Далее осмотрите ствол, выберите подходящие участки, удалите сучки. При этом придерживайтесь такого правила: «длина сколотня не должна быть меньше полутора-двух диаметров ствола березы, но должна превышать высоту будущего изделия на 80–100 мм».

Чтобы снять сколотень, действуйте следующим образом:

1) определив длину сколотня, сделайте кольцевой надрез со стороны кроны, т. е. с наименьшего диаметра, этим вы ограничите длину цилиндра;

2) отбейте бересту киянкой. При этом действуйте осторожно, чтобы не повредить кору;

3) с обоих концов цилиндра отделите несколько сантиметров коры до древесины;

4) воспользовавшись сочалкой (ее можно сделать непосредственно на месте из ветки ели или рябины), просуньте ее под сколотень и вставьте между лубом и древесиной. Если вы принесли с собой толстую стальную проволоку, то ею можно отделить кору от ствола (если одному ее концу придать форму петли, то действовать ею будет более удобно);

5) не торопясь, поступательными движениями, двигаясь по длине сколотня, перемещайте сочалку по окружности заготовки, осторожно отделяя кору от ствола. Если выбранный вами участок достаточно длинный, то манипулируйте сочалкой с обоих концов сколотня, продвигаясь к его центру;

6) удостоверившись в том, что береста отстала от ствола, снимите поясной ремень, сложите его вдвое, обхватите сколотень примерно на один-два оборота, вставьте рычаг в петлю ремня, проверните его, сдвигая на 50 см, причем непременно в сторону наименьшего диаметра (если не учитывать сбежистость, т. е. уменьшение диаметра в направлении к вершине ствола, то вы разорвете цилиндр, точнее усеченный конус). Если вы наметили несколько сколотней, то так поступите с каждым из них;

7) только отделив цилиндр от ствола, спилите верхушку дерева и снимите сколотни вращательными движениями, одновременно очищая их от луба;

8) дав сколотням немного подсохнуть, сложите их, вставив один в другой наподобие матрешки, заверните и обвяжите веревочкой.

...

Археологи в Архангельской области открыли поселение, в котором люди жили в VI–VIII тысячелетиях до нашей эры. В торфяном грунте хорошо сохранились жилища, мастерские, в которых пол был устлан берестой.

С одной березы можно снять не один сколотень, а порой и десятка два, различных по диаметру. Понятно, что с более тонкого дерева сделать это полегче, да и действовать в этом случае надо иначе: выполнив надрезы, обстучите сколотень деревянной колотушкой по окружности, обхватите его руками и резко (при этом постарайтесь не порвать бересту) проверните цилиндр руками. Если руками не удастся сдернуть сколотень, примените описанный выше способ с ремнем и рычагом.

Поскольку многие берестяные изделия приходится сшивать, а практически все и декорировать, то для этого тоже необходимо приготовить материал. Как правило, для этого применяют корни ели, ивы или сосны. Их заготовку можно осуществлять в течение всего теплого периода вплоть до первых заморозков, которые прихватят землю, или снегопада, засыпавшего почву до следующей весны.

Инструменты для добывания корней просты. Это мотыга, нож, лопата и крючок, насаженный на длинную ручку, которым удобно вытягивать корни из земли. При этом помните, что подходящие для ваших поделок корни залегают на глубине не более 10–20 см в радиусе 1,5–3 м вокруг пня. Корни, лежащие на поверхности земли, для вашей работы не подойдут, поскольку неэластичны, с трудом расщепляются на волокна.

Найдите на лесосеке или в карьере подходящий пень, обкопайте его и вытяните корни диаметром не более 3–6 мм. Если корень находится достаточно глубоко, то подденьте его крючком и извлеките. Попутно этот отросток поднимет к поверхности и другие корни, лежащие поперек него. Нарежьте корень метровыми кусками, свяжите в пучки, подбирая примерно одинаковые по диаметру.

Когда вам потребуется корень, распарьте его, снимите верхний слой щемилкой, если она есть под рукой, или тыльной стороной ножа, расщепите корень на несколько частей необходимой длины и используйте.

Принеся бересту домой, позаботьтесь об обработке ее соответствующим образом. Если предполагает некоторое время хранить бересту, то на каждом рулоне сделайте пометку о дате заготовки и цвете материала. Остальные рулоны развяжите, удалите с них бумагу.

...

В поселении Веретье, относящемся к эпохе мезолита, нашли ямы, обложенные берестой, с остатками рыбы; в кузнице обнаружили берестяной туес с двумя десятками кремневых предметов.

Обработка бересты складывается из нескольких этапов.

Первый вы выполнили еще в лесу, когда потерли кору о шероховатую поверхность, чтобы удалить верхний тонкий слой.

Придя домой, возьмите кусок коры, протрите его сухой тканью и положите на стол белой стороной вверх.

На втором этапе осуществляется расслоение бересты. Разделите ее на пласты (эту операцию можно опустить, если береста снята с молодых деревьев или с верхушки ствола, потому что она имеет небольшую толщину). Помогайте себе тупым, с закругленным концом ножом или просто действуйте руками (помните, что при длительной работе подушечки пальцев натрудятся и будут болеть, поэтому не переусердствуйте). Первый отделенный пласт может оказаться многослойным (не более чем из двух слоев), отложите его и сохраните – он понадобится вам при плетении туесов, корзинок в качестве основы.

Несмотря на то, что береста многослойна, не все слои пригодны для плетения. Поэтому отделяйте верхние слои до той толщины, которая необходима для конкретного изделия или поделки. Если, например, солонку невозможно аккуратно выполнить из толстых лент, то для пестеря они будут самыми подходящими.

Третий этап зависит от того, предполагаете ли вы немедленно приступить к изготовлению поделок или отложите материал на хранение. В первом случае надо разрезать пласты коры на ленты-лычки, что можно сделать так же, как вы нарезаете бумагу, т. е. при помощи ножа или ножниц с предварительной разметкой полос по линейке, или посредством лентореза. При этом учтите, что чем ровнее окажется нарезанный материал, тем легче и удобнее он будет в работе.

Во втором случае у полученных пластов тщательно разгладьте края, внимательно осмотрите их. Если заметите утолщения, следы от сучков, то от них следует избавиться, срезав их ножом или ножницами. Заготовки должны быть ровными и гладкими.

Далее высушите пласты, разложив их по одному в каком-нибудь тенистом месте. Обязательно проследите за тем, чтобы они не пересохли, поскольку такая кора теряет эластичность, становится хрупкой и буквально крошится в руках во время использования. Как только заметите, что края бересты начинают закручиваться, протрите их тканью, смоченной растительным маслом. Останется только рассортировать бересту по цвету, сложить в рулоны, завернуть в бумагу и убрать на полку. Если предполагаете применять пласты бересты, то не скручивайте их, а, перемежая кусками фанеры, сложите в стопки темной стороной вниз, поместите на деревянный щит. Таким же щитом накройте стопки сверху. На него положите груз, который не позволит пластам скручиваться.

Помещение, в котором предполагаете хранить бересту , должно быть чистым и прохладным. На материал не должны падать прямые солнечные лучи, которые могут изменить его цвет. В хранилище должно быть сухо, потому что береста боится сырости, от которой она плесневеет и покрывается желтыми пятнами. Если этого не удалось избежать и береста отсырела, срочно проветрите комнату, а бересту протрите салфеткой, смоченной растительным маслом, с изнаночной стороны.

Очень удобно оборудовать помещение стеллажами, на которых свободно разместятся рулоны и стопки бересты. Здесь же найдется место и для клубков берестяной ленты, и для сколотней, вложенных один в другой.

Если береста пересохла, то распрямить ее помогут теплая вода или пар. В первом случае положите в нее бересту, чтобы она пропиталась влагой, во втором – подержите над паром, после чего просушите, обработайте растительным маслом и либо сверните рулонами, либо положите под пресс.

Несмотря на то, что бересту можно хранить не один год, все-таки не рекомендуем делать этого, поскольку материал может изменить или вовсе потерять свои качества и потребовать дополнительных операций по возвращению ему первоначальных свойств. Поэтому старайтесь не брать бересты больше, чем вы способны использовать.

Инструменты и приспособления

Наличие соответствующим образом оборудованного рабочего места, надежного и исправного инструмента и приспособлений позволят при работе не испытывать затруднений, обеспечат достаточную производительность и качество изделий.

Если вы располагаете мастерской, то лучшего места для изготовления берестяных поделок трудно представить. В отдельном помещении поставьте верстак (его можно заменить прочным столом со столешницей, выполненной из толстой фанеры), стулья или табуреты. Если вы давно занимаетесь поделками из природного материала, то наверняка обзавелись и некоторыми необходимыми для этого станками, например токарным, сверлильным, шлифовальным, распиловочным. Очень хорошо, если у вас есть фрезер и электролобзик. Разумеется, мы не предлагаем немедленно отправиться в специализированный магазин за покупками, тем более что такое оборудование стоит достаточно дорого. Как правило, все это приобретается постепенно, по мере надобности. Кроме того, важно и то, насколько вы увлечены этим делом.

...

В древних поселениях находят грузила для сетей или ловушек. В этом качестве использовали камни, завернутые в бересту. Резаком служили резцы бобра вместе с костями челюсти, которые оборачивали берестой и превращали в удобную рукоятку.

Если вы просто хотите попробовать свои силы в изготовлении поделок из бересты и не планируете заниматься этим постоянно, то о мастерской можно и не говорить – вполне подойдут обычный стол (1200 × 700 × 80 мм) и стул, поставленные в отведенном на кухне уголке. Лучшее место для них – у окна или по крайней мере там, где обеспечено хорошее освещение. В столе должно быть несколько отделений: в боковые ящики вы разложите инструменты и приспособления, центральный предназначается для временного хранения отходов и небольших фрагментов бересты. Для этой цели вполне подойдет письменный стол, но его столешницу надо будет защитить от повреждений листом, например, фанеры (800 × 500 × 6–10 мм). Для работы в технике прорезной резьбы подберите доску из плотной, например буковой, древесины (250 × 250 мм).

Береста относится к тем видам материала, который прост в обращении и обработке, поэтому вам не потребуется каких-либо сложных специальных инструментов и приспособлений. Более того, многие из них вы найдете у себя дома или изготовите самостоятельно.

...

Береста сопровождала древнего человека, начиная с детства и заканчивая смертью. Например, найдено погребение (III тысячелетие до нашей эры), в котором останки находились в трехслойном берестяном цилиндре.

Для заготовки бересты нужны топор, пила. Для работы с берестой вам потребуются:

1) хозяйственные ножницы среднего размера (длиной 60–70 мм) и портняжные ножницы, которыми удобно разрезать берестяные пласты;

2) круглое шило с несколько затупленным концом (острый конец будет царапать бересту), чтобы с его помощью размечать материал, т. е. используйте его вместо карандаша;

3) сапожное шило квадратного сечения (им вы будете прокалывать бересту при сшивании изделий);

4) деревянные и металлические линейки разной длины (30, 40, 50, 60,100 мм);

5) два угольника (один из них без боковой стенки);

6) пинцет, плоскогубцы, чтобы протягивать берестяную ленту в местах, недоступных для пальцев;

7) кухонный нож с закругленным концом, которым вы будете снимать с бересты слои;

8) столярный и чертежный циркули;

9) зажимы (можно заменить бельевыми прищепками, канцелярскими скрепками, зажимами, которые используют радиотехники, называя их «крокодилами»), которыми удобно временно фиксировать полоски бересты при плетении или при изготовлении изделий из пластовой бересты. Чтобы самим сделать их, вам понадобится окоренный березовый прут толщиной 3–6 мм и длиной 30–60 мм (размеры определяются величиной изделия, для которого они предназначаются). В середине заготовки просверлите отверстие и до него с одного из торцов продольно расколите ее;

10) кусачки, чтобы откусывать проволоку для рамки;

11) стальная проволока диаметром 0,2–3 мм, которая должна быть достаточно упругой, чтобы не деформироваться при нажатии;

12) нитки, чтобы можно было связать концы проволоки, свернутой обручем;

13) очищенное растительное (льняное или подсолнечное) масло, налитое в емкость с крышкой;

14) водостойкие клеи, например «Момент», «Марс», клей ПВА;

15) для комбинированных изделий потребуются ивовые прутья разного диаметра, предварительно проваренные в течение 30 мин, окоренные и просушенные;

16) березовые прутья диаметром от 3 до 10 мм.

Чтобы не бояться испачкаться, имейте для работы фартук с двумя карманами – узким нагрудным для карандаша, боковым обычного размера для салфетки, ветоши и пр.

Из специфических инструментов назовем следующие:

1) тащунчик, представляющий собой металлическую пластину шириной 2–10 мм, согнутую вдоль пополам. Он незаменим, когда нужно заправить ленту в переплетения или соединить детали, сшив их корнем или берестой;

2) кочедык (коточиг, косыг). Это выгнутый металлический (он может быть и деревянным, и костяным) стержень (лапотное шило), плоский в нижней части и насаженный на деревянную ручку (рис. 5).

Рис. 5. Кочедык

...

Новгородские раскопки принесли более 4000 фрагментов изделий из бересты, причем многие из них были украшены тиснением, росписью или резьбой.

Поскольку приобрести его не удастся, то его придется изготовить самим. С его помощью вы будете проделывать проходы для ленточек во время плетения;

3) сочалка (рис. 6). Это инструмент штыкообразной формы с уплощенной рабочей частью шириной 5–7 мм. Боковые и верхняя грани закруглены. К вершине сочалка сужена и утончена. Ось рабочей части инструмента располагается выше оси сплющенной с боков и округлой рукояти на 50–60 мм – так удобнее работать;

Рис. 6. Сочалка (размеры указаны в миллиметрах)

4) нож-косяк, которым пользуются резчики по дереву, с коротким острым лезвием и удобной рукояткой. Им вы сможете разрезать пласты;

5) нож с изогнутым лезвием, которым легко зачищать бересту;
6) нож-резак (рис. 7), которому трудно найти замену при резьбе по бересте или выкладывании орнаментов из кусочков. У него короткое прямое лезвие, заточенное на одну сторону, и наискось заточенный обушок толщиной до 3 мм, рукоять вытянутая, плоская с боков;

Рис. 7. Нож-резак (размеры указаны в миллиметрах)

7) шаблоны, т. е. готовые образцы для нарезки лент для плетеных изделий, выполненные из оцинкованного металла или дерева (рис. 8).

Рис. 8. Шаблоны: а) в готовом виде; б) разметка шаблона; в) шаблон с вырезанными углами

Их должно быть несколько, так как могут понадобиться ленты разной ширины. Наиболее ходовыми являются размеры 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 30 и 35 мм. К качеству шаблонов предъявляются требования особой точности, поскольку при их нарушении пострадает и качество поделки. Пользоваться таким шаблоном для нарезки лычек очень просто. Сначала выровняйте берестяной пласт, потом приложите к краю шаблон необходимой ширины и сделайте первый рез. Постепенно перемещая шаблон вдоль края пласта, вы отрежете ленту нужной ширины; 8) разборный шаблон, с помощью которого вы сплетете изделия разной формы и различного размера. Чтобы придать ему выпуклую форму, применяйте расклинивающий круглый шаблон. Для его изготовления возьмите чурбак, отпилите от него болванку диаметром 170 мм и высотой 55 мм, скруглите ее края таким образом, чтобы верхний и нижний диаметры уменьшились до 70 мм. В центре просверлите отверстие диаметром 40 мм и подготовьте такого же диаметра распорку. После этого распилите шаблон на 4 части. При плетении, вставляя распорку в отверстие, вы получите нужного размера сферу;

...

Из бересты строили лодки – «берещаные каюки», в которых сплавлялись по северным рекам, доставляли грузы. Поскольку на судне было 3–6 гребцов, то можно представить его размер.

9) деревянные болванки, различные по размеру и конфигурации, которые тоже могут служить шаблонами. Подойдут и всевозможные миски, вазы и прочие бытовые емкости;

10) ленторез (рис. 9), о котором мы уже упоминали (добавим только, что это приспособление разработано Ф. Ф. Трапезниковым – мастером плетения из лозы, бересты).

Он состоит из двух деревянных пластин (шириной 60 мм и длиной 150 мм), между которыми зажат косой нож.

Толщина одной из пластин равна 15 мм и бывает постоянной, толщина второй, которая бывает съемной, соответствует ширине ленты (следует иметь несколько таких приспособлений, так как нередко требуются ленты разной ширины – 6, 8, 10, 12, 15, 17 мм). Чтобы прикрепить нож к постоянной пластине, просверлите в лезвии отверстие, а в доске, на которую будете помещать бересту, выберите паз. Носик лезвия расположите на 3 мм ниже пластины.

Рис. 9. Ленторез: 1) общий вид; 2) устройство

Меняя пластины, вы нарежете ленты (лычки) необходимой ширины, не затратив на это много времени.

Встречаются и другие конструкции ленторезов, например режущая часть инструмента может быть изготовлена из двух пар заточенных шайб, которые вращаются на общей оси;

11) для удобства манипулирования ленторезом вам понадобится сосновая доска длиной 1100 мм при ширине 100 мм и толщине 20 мм. В ее центре надо прибить рейку длиной 1100 мм, шириной 30 мм и толщиной 15 мм. Для работы положите вдоль рейки бересту и нарежьте ленты. Материал не сдвинется, поскольку съемная пластина лентореза будет упираться в рейку на доске;

12) очень удобно иметь доски из фанеры, на которых с определенным шагом натянуты резинки, под которые вставляют нарезанные берестяные полоски. Благодаря такому приспособлению они не скручиваются и не деформируются;

13) пробойники. Это стальные трубки различного диаметра и профиля. Они бывают круглыми, ромбовидными, треугольными и пр. Эти приспособления понадобятся для выполнения замковых соединений и стандартных просечных фигур, которые украшают прорезную бересту;
14) чеканы (рис. 10), которыми мастер наносит углубленный рельеф, т. е. тиснение. С помощью разных чеканов и пробойников рисунок на поделках можно делать более сложным, разнообразным и интересным.

Рис. 10. Чеканы: а) деревянный; 6) текстолитовый; в) металлический

...

Использовали бересту и в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Промысловики покрывали берестой шалаши, изготавливали из нее спальные подстилки; из бересты делали колыбели, ведра и даже кастрюли, в которых можно было варить пищу на углях.

Их можно изготовить из толстого медного прутка или очень твердой древесины, например из можжевельника, груши и т. п. Для примера возьмите обычный гвоздь длиной 150–200 мм, напильником сточите заостренный конец настолько, чтобы на торце образовался круг. После этого треугольным надфилем выполните сначала диаметральную линию, потом, постепенно смещаясь примерно на 30°, проложите надфилем другие линии (их может быть шесть и более) в зависимости от того, насколько цветок должен быть пышным, а солнце – многолучевым;

15) рамка и оправа, необходимые для выполнения прямоугольных плетеных поделок. Для их изготовления используйте доску толщиной 15–20 мм (ширина и длина определяются размерами изделия), для более крупных предметов, например крышки короба, возьмите доску толщиной 40 мм.

Если вы хотите освоить работу с пластовой берестой, то потребуются такие инструменты и материалы, как рубанок, ножовка, набор стамесок, молоток, рашпили, надфили, киянка, наждачная бумага, разнообразные пробойники, шилья, циркуль, шаблоны для изготовления ручек туесов.

Не старайтесь приобрести или изготовить все виды инструментов и приспособлений. Сначала определитесь с тем, каким именно видом работ с берестой вы планируете заниматься. Чтобы, например, научиться плести изделия, вам хватит того, что найдется в любом доме, – циркуля, линейки, ножа и ножниц. Но если вы постоянны в своем увлечении, то советуем посетить магазин (хозяйственный или для художественных принадлежностей) и купить ножи «Набор для резьбы № 2», в охотничьих магазинах вы найдете пробойники, именуемые «Просечки для пыжей», разного калибра. Вам подойдут двенадцатый, шестнадцатый и двадцатый. Их, а также шилья, лезвия для ножей можно изготовить и своими силами, если найдется сталь У8А.

Техники работы с берестой

Берестяной промысел – одно из древнейших занятий человека, которому в современном декоративно-прикладном искусстве отведено определенное место. При этом важно, что в работе с этим необычным материалом сохраняются традиционные техники (плетение, работа с пластовой берестой, изготовление туесов) и появляются новые направления, например клееная береста. Все это убеждает в том, что древнее ремесло живо, развивается и находит все больше почитателей. Но поговорим обо всем по порядку.

Самым древним способом обработки бересты является плетение. Из лыка плели лапти и сапоги, пестери, корзинки и многое другое. На Русском Севере техника плетения достигла настолько высокого уровня, что таким способом делали даже ведра, которыми доставали колодезную воду, и посуду, в которой можно было сварить еду.

...

Вот что писали о Московском государстве в начале XVII в.: «…они умеют так ловко и плотно класть бревна одно на другое, что на дом не потратят ни одного гвоздя, они покрывают эти дома досками, а всего лучше корой березы…». Добавим, что берестяная крыша служила до 40 лет.

Как правило, плетением занимались долгими осенними и зимними вечерами, когда сельскохозяйственные работы были завершены и оставалось свободное время для ремесел и увлечений. Из бересты и в наши дни можно сплести немало предметов, которые украсят быт, а само их изготовление разнообразит досуг.

Практика свидетельствует, что для того, чтобы изделие получилось не только добротным, прочным, но и красивым, надо подобрать материал так, чтобы он подходил по толщине, цвету, длине и пр. Кроме того, необходимо освоить навыки нарезки лент, плетения полотна, декорирования изделий и пр.

Первые изделия не должны быть крупными, поскольку для этого еще недостаточно мастерства. Помимо этого, поделка большого размера и затейливой формы потребует много времени и терпения, но ведь очень хочется поскорее увидеть готовую вещь. Поэтому рациональнее начинать с небольших предметов, например с солонки. Но перед этим надо научиться расслаивать бересту, нарезать лычки и плести простейшее полотно.

Для небольшой поделки подготовьте ленты из пластовой бересты, предварительно выбрав из рулона такую, которая легко расслаивается. Для этого срежьте на ус (под углом 45°) один из углов пласта, отогните на себя край, снимите сначала белый слой (он шелушится и практического значения не имеет), а потом разделите бересту на 2–3 слоя, каждый из которых должен быть толщиной приблизительно 0,8 мм.

Различные дефекты (наплывы, утолщения) срежьте ножом или ножницами (когда вы приметесь за крупное изделие, то участки с различными изъянами надо просто удалить).

Полученные пластины с обеих сторон протрите салфеткой, предварительно смочив растительным маслом.

После этого можно приступать к нарезке лент. Они должны быть абсолютно одинаковыми по ширине, иначе не удастся сплести качественное изделие (какое-нибудь, конечно, получится, но вряд ли оно вам понравится, поэтому сразу, с первых занятий приучите себя все делать правильно).

Есть разные способы нарезки лычек. О двух из них (с помощью лентореза и шаблона) мы уже говорили. Если у вас еще нет необходимого инструментария, то предлагаем воспользоваться таким способом:

– положите пласт на лист фанеры;

– возьмите металлическую линейку (ее длина не должна быть меньше длины пласта) и по ней выровняйте край бересты ножом-косяком, следя за тем, чтобы линия среза была параллельна направлению чечевичек;

– отмерьте необходимую ширину ленты и отрежьте ее.

Нарезав нужное количество лент (не нужно заготавливать лычки впрок – только столько, сколько потребуется для плетения того или иного изделия, иначе лишние просто высохнут и окажутся непригодными к использованию), проконтролируйте их ширину с помощью линейки. Если надо, подправьте, после чего ножницами заострите концы лент (рис. 11) на половину их ширины (так будет легче протягивать их через переплетения), рассортируйте по длине, сложите в стопочки, выровняв с одной стороны, и обвяжите веревочкой (материал не должен быть навален кучей: можете убрать лишнее в стол или подвесить связки на гвоздики – приучайте себя к аккуратности).

Рис. 11. Заостренные лычки

...

Известно, что береста благодаря жироподобному веществу водонепроницаема. Ее удельный вес составляет менее единицы, поэтому береста не тонет. Береста бактерицидна, поэтому продукты в ней не портятся, а раны не нарывают.

Плетение из бересты своими корнями уходит в далекое прошлое и стоит в одном ряду с изготовлением рыболовных сетей, хозяйственной утвари из ивового прута, изгородей, которые так и называются – «плетень». Плетение из берестяных лычек похоже на полотно, которое получают на ткацких станках, когда переплетают нити – основную и уток.

Основанием изделия из бересты является полотно (коврик), размер которого принято обозначать так: 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5, 6 × 6 и т. д. Помимо того, что вы сразу узнаете величину основания, вы сразу подсчитаете количество необходимых берестяных лент. Предположим, вы должны выполнить изделие с основанием 5 × 5, следовательно, вам понадобятся 10 лычек, из которых вы изготовите плотный коврик в виде перпендикулярно пересекающихся горизонтальных и вертикальных клеток. Каждая лента поочередно оказывается то поверх, то снизу поперечных полос, образуя полотно из квадратов, как на шахматной доске. Это условие, которое при плетении должно обязательно соблюдаться.

В берестяных изделиях лычки относительно поверхности стола могут располагаться двояко – либо под углом 90°, либо под углом 45°, поэтому и полотно в первом случае называется прямым, а во втором – косым (рис. 12).

Допустим, вам надо прямым плетением изготовить коврик 10 × 10. Значит, приготовьте 20 лычек с заостренными концами; толщина лент равна 0,8–1,0 мм, ширина лент – 12 мм, длина – примерно 250 мм. Из инструментов вам понадобятся ленторез, нож, кочедык, ножницы, зажимы, доска с рейкой, линейка.

Рис. 12. Разновидности плетения: а) прямое; б) косое

При наборе полотна первое, что вы должны сделать, – это взять 4 ленты, найти у них центр (просто согните их пополам), положить на стол крест накрест по 2 лычки темной стороной вниз (это будет лицевая сторона изделия), переплетя их и уплотнив (рис. 13).

Рис. 13. Начало плетения

Обязательно выровняйте концы лычек – во все стороны от центра они должны быть одинаковой длины. Таким образом, добавляя по 1 лычке с каждой стороны, выполняйте полотно, причем каждую лычку надо уплотнить. Сначала это можно будет делать пальцами, потом воспользуйтесь кочедыком.

Так, последовательно вплетая по ленте, вы получите коврик соответствующего размера. Обратите внимание на то, что его плотность везде должна быть равномерной, а небольшие просветы-квадратики, остающиеся в точках пересечения, – одинаковыми. Их величину определяют толщина материала и усилия, которые прилагает мастер.
Вплетя очередную пару лычек, уплотните их, проверьте себя. Постепенно это будет доведено до автоматизма, и вам не придется все время об этом помнить. Кроме того, с приобретением навыка плетения у вас выработается чувство материала, когда руки будут помнить, что и с каким усилием им необходимо делать. Это можно сравнить с вязанием, когда мастерица, не задумываясь, вытягивает для петель одинаковой длины нить.

...

Береза отличается биологической активностью. Поэтому из нее делали лекарства, деготь и изготавливали жвачку. Это сейчас многие уверены, что она пришла к нам из США. На самом деле жвачка – российское изобретение.

Когда все лычки будут задействованы, для контроля с помощью линейки измерьте расстояние между крайними лентами – оно непременно должно быть одинаковым на всех углах. Если вы обнаружите разницу, то это означает, что вы допустили ошибку – неравномерно уплотняли плетево. Устраните дефект, убедитесь, что все получилось правильно и закрепите углы коврика зажимами (рис. 14).

Рис. 14. Фиксация углов полотна

Есть еще один способ проверить, насколько строго вы соблюдали все условия. Достаточно определить углы донышка (рис. 15) будущего изделия, для чего на каждой стороне найдите середину (в нашем случае это точки между пятой и шестой лычками) и соедините их прямыми линиями. Если полученная фигура окажется квадратом, значит, вы все сделали как надо.

Рис. 15. Определение донышка берестяного изделия

Обратите внимание на то, что при квадратном донышке это всегда будут точки посередине каждой из сторон, а при прямоугольном донышке – нет (рис. 16).

Рис. 16. Нахождение донышка прямоугольной формы

Поскольку проще учиться на каком-либо изделии, то предлагаем сплести подставку под горячее. Для нее нарежьте лычки толщиной примерно 0,8–1,0 мм, шириной 15 мм и разной длины – 15 штук по 360 мм, 10 штук по 500 мм и по 2 штуки по 220 и 150 мм. Набор инструментов такой же, как и при плетении коврика: ленторез, нож, кочедык, ножницы, тащунчик, зажимы, доска с рейкой, линейка. Прямое плетение отличается одной особенностью – длина и ширина могут быть образованы одинаковым или неодинаковым количеством лычек, т. е. коврик может быть квадратным или прямоугольным. Поскольку плетение квадратного полотна нам уже известно, то попробуем выполнить прямоугольное, например 15 × 10.

...

В крестьянских домах можно было встретить различную берестяную утварь. Это корзинки, сумки, набирушки, плошки, солонки и т. п. Береста давала вторую жизнь даже разбитым горшкам. Не обходилось хозяйство без конской упряжи, веревок, ступней и болотных сапог из бересты.

Первыми положите 2 длинные лычки (по 500 мм) лицевой стороной вверх, предварительно определив середину. Приплетите к ним 2 лычки длиной 360 мм, уплотните плетево. Продолжите таким образом работу, пока не получите коврик необходимого размера. Следите за тем, чтобы ленты были перпендикулярны друг другу и образовывали квадраты, между которыми выдерживались бы минимальные и одинаковой величины просветы. В заключение закрепите полотно по углам зажимами.

Чтобы подставка была более прочной и плотной, сплетенное полотно необходимо сделать двойным. Для этого переверните коврик лицевой стороной вниз и продолжите плетение оставшимися свободными концами лычек.

На первую крайнюю лычку по широкой стороне коврика положите лычку длиной 150 мм, которая называется промежуточной или связующей (рис. 17).

Рис. 17. Введение промежуточной лычки

Продолжите плетение, перегнув свободные концы поперечных лычек в обратном направлении, причем заплетите их через 2 лычки. То же самое проделайте сначала на противоположном данному крае полотна, потом на оставшихся двух других, использовав в качестве связующих 2 лычки длиной 220 мм и перегибая свободные концы тоже через 2 лычки. При этом все перегибаемые свободные концы должны смотреть лицевой стороной вверх, т. е. коврик должен получиться двусторонним. Не забывайте уплотнять полотно, а при протягивании лычек помогайте себе тащунчиком или кочедыком. Когда переплетение будет закончено, концы лычек обрежьте максимально близко к поперечной линии, что замаскирует их. Плоское плетение выполняется достаточно просто, но для объемных изделий необходимо научиться оформлять уголки. Чтобы понять, как это делается, изготовим небольшую корзинку. В зависимости от того, какой ширины и какое количество лычек вы задействуете, вы получите изделие того или иного размера.

...

Из бересты можно сплести и сшить одежду, головные уборы, сапоги, например в 1882 г. на выставке в Петербурге был представлен берестяной костюм, состоящий из пиджака, брюк, сапог и шляпы.

Для учебной работы подготовьте лычки толщиной 0,8 мм, шириной 15 мм, и разной длины – 3 штуки по 340 мм, 4 штуки по 370 мм, 7 штук по 280 мм, 1 штуку длиной 400 мм. Для объемного изделия понадобится шаблон. В нашем случае это будет деревянный брусок размером (длиной, шириной и высотой) 60 × 46 × 100 мм. Набор инструментов такой же, как и при плетении коврика: ленторез, нож, кочедык, ножницы, тащунчик, зажимы, доска с рейкой, линейка.

Чтобы корзинка получилась прочной, она будет состоять из двух слоев. С помощью первого из них вы придадите изделию определенную форму. Его ленты должны смотреть лицевой стороной внутрь. Лычки второго слоя, наоборот, – наружу. Это делается намеренно, чтобы с обеих сторон поверхность изделия была гладкой и чистой. Второй слой уплотнит стенки корзинки, сделает их способными держать форму и водонепроницаемыми.

Для донышка сплетите основание 3 × 4, задействовав лычки длиной 340 и 370 мм соответственно (не забудьте слегка протереть их растительным маслом – это облегчит скольжение лент). При плетении кладите лычки лицевой стороной вверх, тщательно уплотняйте переплетения и закрепите углы зажимами. На этом первый этап можно считать законченным.

Приступайте ко второму этапу плетения. На коврик поставьте шаблон, основание которого совпадает с длиной сторон полотна, каждую лычку загните вверх под прямым углом по внешней линии крайних поперечных лычек, прижмите их к вертикальным стенкам бруска, зафиксируйте их резинкой или бечевкой и начните выполнять стенки изделия, для чего вертикальные лычки последовательно оплетите тремя горизонтальными лычками длиной 280 мм (рис. 18), ориентируя их лицевую сторону внутрь.

Рис. 18. Плетение стенок корзинки: 1 – шаблон; 2 – бечевка; 3 – свободные концы лычек основания; 4 – горизонтальные лычки

Уплотняйте горизонтальные лычки по направлению вниз. Когда концы встретятся, переплетите их таким образом, чтобы образованное ими кольцо замкнулось, т. е. они должны наехать друг на друга. Переплетя три горизонтальные лычки, вы получите вертикальные стенки корзинки, после чего перейдите к третьему этапу, т. е. выполнению второго слоя.

Для этого на последнюю горизонтальную лычку наложите промежуточную (для этого и далее используйте лычки длиной 280 мм). Она должна пройти по всем вертикально стоящим лычкам, которые через одну (выбирая те лычки, которые находятся к шаблону ближе всего) перегните через связующую лычку вниз и заплетите. Далее на промежуточную лычку наложите лицевой стороной наружу третью лычку и перегните через нее остальные, оставшиеся свободными, вертикальные лычки и продолжите плетение второго слоя. Чтобы стенки изделия были ровными, встречные концы лент заправляйте друг на друга, торчащие концы просто обрезайте, стараясь делать это максимально аккуратно.

Лычки второго слоя подсовывайте, помогая себе кочедыком, который всегда надо держать под рукой.
На четвертом этапе работы выполните ручку корзинки, для чего на противоположных стенках корзинки по средней линии пропустите лычку длиной 400 мм и заправьте ее, образовав двуслойную дугу. Изделие в готовом виде представлено на рис. 19.

Рис. 19. Корзинка

В заключение заметим, что при изготовлении крупного изделия третью лычку, формирующую бортик корзинки, лучше заменить рамкой из стальной проволоки или прута, согнутых в соответствии с размером. Это придаст всей конструкции необходимую жесткость, т. е. удержит корзинку от деформации, когда она будет наполнена ягодами, грибами и т. п.

...

Простор для творчества, который дает эластичная, прочная, красивая береста, очень широк. Ее можно сшивать, плести, склеивать, на ней рисуют, по ней выжигают узоры, прорезают орнаменты и пр.

Больший простор для творчества дает косое плетение, сочетание же косого и прямого способов открывает буквально огромное количество форм, которые можно придать изделиям.

Для тренировки попробуйте сплести небольшую солонку, для которой нарежьте 12 лычек шириной 15 мм, длиной по 450 мм. Набор инструментов стандартный: ленторез, нож, кочедык, ножницы, тащунчик, зажимы, доска с рейкой, линейка, проволока, кусачки, нитки.

Сплетите коврик 6 × 6, используя описанные выше приемы и уплотняя лычки к середине. Когда он будет закончен, зафиксируйте его углы зажимами, чтобы полученное квадратное полотно не разъехалось. Линейкой измерьте расстояние между крайними лычками. Если потребуется, уплотните полотно.

Наметьте точки между третьей и четвертой лычками, как показано на рисунке 20 (они обозначены крестиками) – это и будут уголки солонки.

Рис. 20. Разметка уголков на полотне

Для простоты изложения введем цифровые обозначения для лычек. Итак, для образования одного из уголков переплетите ленты 3 и 4, 2 и 5, 1 и 6 (рис. 21). Уплотните плетение и зафиксируйте его зажимами. Точно так же выполните остальные уголки на других сторонах полотна. Обратите внимание на то, чтобы все уголки оказались на одной линии и на одинаковом расстоянии один от другого. При нарушении этого условия изделие получится перекошенным.

Рис. 21. Образование уголка изделия

После того как все уголки будут закончены, заплетите промежутки между ними, чтобы изделие приобрело такую форму, как изображено на рисунке 22. Это позволит наметить высоту солонки.

Чтобы выполнить стенки солонки, уберите зажим с одного из уголков и приплетите к нему по 2 лычки, соблюдая очередность, т. е. вводя в работу лычки, лежащие то слева, то справа от него. Плетение уплотните, подтянув концы лычек, и снова закрепите его зажимом. Так образовалась стенка с одной из сторон. Те же действия проделайте с противоположной стороны, потом с боковых.
Чтобы увеличить высоту стенок, удалите зажим, который окажется ниже остальных, и свободные лычки заплетите, ориентируя их вверх. В целом высота стенок должна равняться трем клеткам. Плетево в процессе работы уплотняйте и следите за тем, чтобы все стороны получились одинаковыми.

Рис. 22. Плетение стенок солонки (размеры указаны в миллиметрах); 1 – линия, определяющая высоту изделия

Остается только оформить бортик. Для простоты сделайте его ровным (о других вариантах мы поговорим далее). Найдите в изделии третью пару лычек по высоте, отсчитав их от основания, перегните по диагонали на себя и пропустите их в переплетение стенок, причем первая лента должна пройти поверх второй, а вторая – поверх первой. Закончив манипуляции с первой парой, параллельно ей заплетите лычки второй пары, потом следующей и т. д. В результате все пары лент должны быть перегнуты на одной высоте и вплетены в стенки первого слоя изделия. При этом особое внимание обратите на то, чтобы лычки в бортике были заплетены таким образом, чтобы появилась сплошная прочная линия. Концы лычек несколько раз пропустите по кругу, что дополнительно уплотнит бортик. В процессе работы не забывайте об уплотнении всего плетева.

...

Возможности декорирования бересты достаточно велики. Ее украшают резьбой, аппликацией, тиснением. А изготовить из нее можно очень многое – вазы, заколки, бусы, шкатулки, игрушки, посуду, сумки и т. д.

Есть еще один вариант придания бортику монолитности. Сохранение формы обеспечит стальной ободок (кольцо или квадратная рамка), концы которого нужно наложить друг на друга и обмотать ниткой в цвет изделия. Установите его на намеченную высоту с наружной стороны изделия, попарно перегните через него оставшиеся свободными концы лычек 3 и 1, 4 и 2 следующим образом: конец лычки 3 вплетите в тот квадратик, где проходит лычка 1, и наоборот, т. е. конец лычки 1 вплетите в наружную сторону изделия туда, где проходит лычка 3. Точно так же поступите с лычками 2 и 4. Ободок окажется внутри плетения, а чтобы его не было заметно, следите за уплотнением лычек. Схема плетения прямого края представлена на рисунке 23. В таком же порядке оформите бортик по всему изделию.

Рис. 23. Последовательность выполнения прямого края; 1 – проволочный ободок

Завершив укрепление бортика изделия, продолжите плетение второго слоя, который должен покрыть всю солонку. При выполнении наружного слоя направляйте лычки навстречу друг другу. Когда они сомкнутся, заправьте концы под верхний квадратик, а излишек обрежьте.

Поскольку довольно трудно угадать, какой именно длины нарезать лычки, случается, что их не хватает и один-два квадратика оказываются незаплетенными. Чтобы закончить работу, отрежьте ленту такой длины, чтобы можно было ввести ее и доплести до соединения с другой лычкой.
Готовое изделие показано на рисунке 24.

Рис. 24. Солонка

У берестяного изделия дно, как правило, выпуклое и поэтому поделка не отличается устойчивостью. Этот дефект необходимо устранить, для чего есть два пути. Первый состоит в том, чтобы приготовить дощечку или шаблон, соответствующие размеру изделия, вложить в него, пригрузить и оставить в таком положении не менее чем на несколько часов (если позволяет время – на ночь), после чего дно станет плоским.

Второй заключается в том, чтобы выполнить ребра жесткости, согнув руками стенки от одного угла до другого. Благодаря граням, солонка приобретет устойчивость.

Мы рассмотрели наиболее простой вариант оформления края берестяной поделки. Прямой край в большей степени подходит для таких изделий, которые имеют крышки, например для коробок, сундуков, а также для корзинок.
Но это не единственный способ, которым можно не только придать изделию завершенность, но и украсить его (согласно логике повествования, мы поместим материал об этом именно здесь, а не в следующем разделе). Поэтому рассмотрим различные способы плетения, которые придадут корзинкам, вазам, блюдам и другим емкостям оригинальность и даже изысканность.

...

Берестяные шаркунки – это первые игрушки ребенка. Их использовали в качестве оберегов, способствовали они и развитию интеллекта. Потом ребенка окружали берестяные фигурки животных, людей, мячи. Простейшие из них ребенок мог сделать сам.

Для оформления края изделия используют разные приемы плетения, чтобы в результате край получился мыском, двойным мыском и тупым мыском.

При оформлении края берестяного изделия (конфетницы, блюда и т. п.) украсьте его мысками (зубцами, уголками).

Основное отличие оформления края мыском от описанного выше прямого края состоит в том, что концы лычек надо перегибать не через проволочный ободок, а поочередно друг через друга. Делается это так: перегните вторую лычку (она располагается ближе к внутренней стороне изделия) через боковую сторону первой лычки, которая, проходя поперек второй лычки, находится у проволочного ободка. После этого по краю перегните конец первой лычки, который должен лечь поверх второй. Свободные концы первой и второй лычек вплетите под ленты, которые поперечно пересекут их путь. В такой же последовательности перегните очередную и все последующие пары лычек.

Схема плетения мыском показана на рисунке 25.

Рис. 25 а, б. Последовательность оформления края мыском: 1 – проволочный ободок

Рис. 25 в, г, д. Последовательность оформления края мыском: 1 – проволочный ободок

Более затейливо выглядит край изделия (декоративной вазы, блюда и пр.), если он не плоский, а объемный, чего можно добиться, выполнив двойной мысок (рис. 26). Технология изготовления двойного мыска практически не отличается от описанной выше, за исключением одного момента: изогнув пересекающиеся вторую и первую лычки, свободные их концы не вплетайте, как при выполнении мыска, а прижмите к внутренней поверхности изделия так, чтобы они были ориентированы вверх. После этого сделайте еще один мысик, первым перегнув конец первой лычки, что находится ближе к внутренней стороне, а потом на него перегните конец второй лычки. Таким образом оплетите весь край изделия.

Рис. 26. Последовательность оформления края изделия двойным мыском: 1 – проволочный ободок

Еще один вариант оформления края – тупой мысик (рис. 27).

Для тупого мысика необходимо задействовать не два пересекающихся конца лычек, как во всех описанных способах, а четыре, т. е. все манипуляции совершаются поочередно с двумя парами лычек:

1) сначала перегните конец первой лычки и пропустите его под встречающие ему поперечные квадратики;

2) конец второй лычки перегните по линии, которая на рисунке 27 показана пунктиром, наложите его на уже заплетенный конец первой лычки и подсуньте его под квадратик, отмеченный на рисунке 27 плюсом, после чего пропустите его под все квадратики, оказавшиеся на его пути;

3) возьмите конец третьей лычки, перегните его через вторую лычку по пунктирной линии, пропустите под квадратик, отмеченный на том же рисунке плюсом, и вплетите под все квадратики, которые встретятся на его пути;

4) конец четвертой лычки перегните по жирной линии через край третьей лычки, пропустите под квадратик с плюсом и вплетите под все квадратики, поперечно пересекающие его путь.
Представленные способы оформления края могут сочетаться в одном изделии, предоставляя дополнительные возможности для его декорирования. При этом следует определить число элементов, которые впишутся в отделываемый периметр.

Рис. 27. Последовательность оформления края изделия тупым мыском: 1 – проволочный ободок

Есть еще один способ оформить край изделия, но прежде чем мы остановимся на нем, необходимо научиться делать убавления и прибавления, благодаря которым вы сможете изменять пропорции изделия и, следовательно, его назначение и превратить, например солонку, во флакончик.

...

Из бересты изготавливали детские гармошки (конечно, они были беззвучны, но доставляли ребятишкам немало удовольствия), мячи диаметром не более 80 мм.

Не каждое изделие должно иметь строго вертикальные, одинаковые по ширине стенки, да это и не нужно. Овладение навыком убавления поможет разнообразить форму изделия, делая его, например, у края уже. При этом необязательно обрезать кончики – их надо вплетать в общую ткань, благодаря чему будет образовываться угол (помните, как это было на дне солонки?). Выполняйте убавление в последовательности, показанной на рисунке 28.

Определите, с какого квадратика полотна вы будете суживать изделие. Допустим, что это вы начнете делать после квадратика, образованного концами восьмой и первой лычек (на рисунке 28 он отмечен плюсом). Это означает, что убавлять следует концы седьмой и второй лычек. Для этого расплетите лычки до этого места. Далее действуйте так:

1) отрежьте кончик седьмой лычки до уровня края кончика первой лычки, т. е. по жирной линии, как показано на рисунке 28;

2) вплетите конец второй лычки в седьмую лычку;

3) подтяните конец таким образом, чтобы край первой лычки сомкнулся с краем восьмой лычки (ведь необходимо замаскировать отверстие, образованное на месте отрезанной седьмой лычки), из-под которой выглядывает конец второй лычки. Следите за тем, чтобы плетение не ослабилось и кончик второй лычки хорошо лег на кончик первой. Несмотря на то, что седьмая лычка отсутствует, ее конец остался и находится поперек конца первой лычки. Место седьмой лычки должна занять вторая, которую надо направить поперек первой лычки и вплести в полотно по направлению седьмой лычки. Если все операции прошли безошибочно, то на изделии образуется уголок;

4) заплетите все концы, которые были вначале распущены. Чтобы на месте убавления не появилось отверстие, осторожно сблизьте все квадратики и, продолжая плетение, аккуратно подтяните концы всех лычек. Сказать об этом проще, чем сделать, поскольку при отсутствии навыка и опыта можно распустить все изделие. Чтобы этого не допустить, сосредоточимся на последнем этапе. Подтяните конец шестой лычки так, чтобы конец третьей лычки пододвинулся вплотную к концу первой лычки и лег параллельно ей. Зафиксируйте шестую лычку, прикрепив ее зажимом к четвертой лычке.

Рис. 28. Последовательность выполнения убавления

Конец пятой лычки, который пропущен под концом третьей, немного подтяните и прикрепите зажимом к концу четвертой лычки сверху. Остается только подтянуть все лычки, если плетение ослабилось, и продолжить работу. И последнее замечание: чтобы изделие не деформировалось в процессе выполнения убавлений, располагайте их симметрично.

...

Не одно поколение выросло в берестяных люльках, которые подвешивали к жерди под потолком. А вот берестяные коврики не получили широкого распространения.

Для тренировки сплетите небольшой флакончик с основанием 4 × 4, для которого вам понадобятся лычки толщиной 0,8–1,0 мм, шириной 15 мм и разной длины – по 4 штуки по 500 мм (для крайних полос), 400 мм (для средних), 300 мм (для 2-го слоя); ленторез, нож, кочедык, ножницы, тащунчик, зажимы, доска с рейкой, линейка.

Поскольку многие этапы работы вам уже известны, то мы не будет останавливаться на них подробно, а просто перечислим их:

1) сплетите полотно 4 × 4;

2) выполните четыре угла;

3) поднимите стенки на уровень трех клеток в высоту и закрепите их зажимами;

4) начните делать убавления. При этом вы можете действовать, как было описано выше, или поступить следующим образом. Отступив вверх на две клетки от нижнего угла, сожмите пальцами смежные стенки. Это будет вертикальная линия сгиба. Третья пара лычек по ней свободными от плетения поверхностями наложатся одна на другую. Одну из них, перегнув через поперечную лычку, обрежьте, а вторую пропустите поверх первой, вплетая ее в оказавшиеся на ее пути поперечные лычки стенки флакона. В результате появится «плечико». Аналогично надо выполнить еще три таких убавления напротив оставшихся углов основания.

Между «плечиками» вы имеете по две пересекающиеся лычки, которые удерживают зажимы. Приплетая к ним лычки поочередно то слева, то справа, по кругу выполните горлышко, уплотните плетение и закончите его бортиком с прямым краем на высоте одной клетки, после чего приступите ко второму слою плетения (если это не принципиально, то второй слой можно и не делать);

5) из деревянного брусочка изготовьте фигурную пробку. Вырежьте ее с таким расчетом, чтобы она плотно входила в горлышко флакона. Позаботьтесь о том, чтобы пробка имела удобную для использования форму.

Готовое изделие представлено на рисунке 29.

Рис. 29. Флакон

Изменить форму берестяного изделия можно не только путем убавления, но и посредством прибавления добавочных лычек, которые для краткости иногда называют прибавками. Их можно вводить в различных местах (например, по дну) и заплетать в разных направлениях (различаются прибавки с разведенными и перекрещивающимися концами), причем они не только призваны изменить форму изделия, но и служат в качестве декора. Кроме того, можно задействовать разное количество квадратиков. Рассмотрим наиболее простой случай, когда в прибавление вовлекается один квадрат (рис. 30), и более сложный – с большим количеством клеток:

Рис. 30. Последовательность выполнения прибавления с разведенными концами на примере одного квадратика

1) сначала на полотне наметьте место, в котором будет осуществляться прибавление, и расплетите до него концы лычек;

2) отогните перпендикулярно полотну две взаимно пересекающиеся лычки;

3) приплетите добавочную лычку, предварительно согнув ее пополам, к приподнятым лычкам ребром, примкнувшим к полотну;

4) перегните отогнутые лычки через добавочную лычку и заплетите их.

При продолжении плетения вводите добавочную лычку наравне с остальными лентами.
Для прибавления (рис. 31), которое должно расширить изделие, и в котором участвует более одного квадратика, сначала наметьте место (на рисунке 31 оно обозначено плюсом), в котором это будет происходить, расплетите до этой точки все концы и отогните их перпендикулярно к полотну.

...

Из бересты изготавливали расписные маскарадные маски, к которым привязывали усы и бороды из кудели. Костюм дополняли шуба, вывернутая мехом наружу, треух и пр.

Итак, в нашем случае прибавление намечено между шестой и первой лычками. Действуйте так:

1) именно сюда вплетите добавочную лычку (ее концы обозначены буквами А и Б), прикрепите ее к шестой и первой лычкам зажимами или скрепками;

Рис. 31. Последовательность выполнения прибавления с разведенными концами

2) остальные лычки, которые были расплетены и отогнуты, переплетите, придерживаясь такого порядка: конец первой лычки перегните через край конца Б добавочной лычки (на рисунке 31 это показано стрелкой); на конец первой лычки наложите конец шестой лычки (на это также указывает стрелка), зафиксируйте это место зажимом, чтобы плетение не утратило своей плотности; конец пятой лычки перегните через край конца А добавочной лычки, проведите его под концом первой лычки и зафиксируйте; конец четвертой лычки пропустите под концом А добавочной лычки, поместите на конец первой лычки и зафиксируйте;

3) конец второй лычки наложите на конец шестой лычки, протяните под концом пятой лычки, проведите поверх конца четвертой лычки и зафиксируйте; конец третьей лычки перегните через край конца Б добавочной лычки, подведите под конец шестой лычки, наложите на конец пятой лычки, проведите под концом четвертой лычки и зафиксируйте. На этом прибавление с разведенными концами (такое название обусловлено тем, что концы добавочной лычки (А и Б) идут налево и направо соответственно) завершено.
Чтобы не выплетать еще одно основание, вы можете продолжить работать с прежним, тем более что непосредственно на нем можно показать, как будет выполняться прибавление с перекрещивающимися концами (рис. 32).

Рис. 32. Последовательность выполнения прибавления перекрещивающимися концами

Для этого измените ориентацию конца Б добавочной лычки на противоположное, т. е. направьте его налево, чтобы переплести его с концами шестой, пятой и четвертой лычек:

1) конец шестой лычки перегните через край третьей лычки и положите поперек концу Б добавочной лычки;

2) конец Б добавочной лычки накройте концом пятой лычки;

3) на конец четвертой лычки положите конец Б добавочной лычки и зафиксируйте.

С концом А добавочной лычки поступите так:

1) переплетите его навстречу концу Б, пропустив через концы первой, второй и третьей лычек;

2) перегните конец А дополнительной лычки через край четвертой лычки;

3) конец первой лычки поместите на конец А, перегнув конец второй лычки через край четвертой;
4) на конец второй лычки положите конец А добавочной лычки, потом на него – конец третьей лычки и опять конец А добавочной лычки – на конец Б той же лычки. В результате концы А и Б добавочной лычки пересекутся.

...

Для художественных работ можно использовать бересту, снятую с упавших деревьев, поскольку даже при сгнившей древесине кора остается неповрежденной и без труда снимается. Она становится рыхлой, если оставить ее на некоторое время в горячей воде.

Интересно смотрится прибавление зигзагом, в котором можно задействовать разное количество квадратиков. Разберем этот способ расширения полотна на примере зигзага на двух квадратиках (рис. 33).

Рис. 33 а, б. Последовательность выполнения прибавления зигзагом с разведенными концами

Рис. 33 в, г. Последовательность выполнения прибавления зигзагом с разведенными концами

При прибавлении зигзагом придерживайтесь такого порядка:

1) определите место, где пройдет прибавление, расплетите до него концы лычек и отогните их перпендикулярно полотну;

2) добавочную лычку с концами, обозначенными буквами А и Б, положите поперек конца четвертой лычки, конец пятой лычки – поперек конца А добавочной лычки;

3) согните конец А под углом 90°, поместите его на конец первой лычки, перегнув добавочную лычку под таким же углом в обратном направлении;

4) поверх добавочной лычки положите конец шестой лычки, опять перегните лычку под углом 90°, но в другом направлении, и поместите эту лычку поверх конца второй лычки;

5) последним должен оказаться конец третьей лычки, примкнувший к концу Б добавочной лычки, зафиксируйте его зажимом.

Когда вставите добавочную лычку, переплетите все концы, которые были распущены, для чего:

1) перегните конец пятой лычки через край конца А, а конец первой лычки поместите поверх конца пятой лычки;

2) наложите на конец первой лычки конец четвертой лычки и зафиксируйте его;

3) конец шестой лычки перегните через край изогнутого края Б добавочной лычки;

4) поверх конца шестой лычки поперек положите конец второй лычки;

5) заведите конец второй лычки под конец пятой лычки и поместите его поверх конца четвертой лычки, зафиксируйте его;
6) перегните конец третьей лычки через край конца Б добавочной лычки, пропустите его под конец шестой лычки, положите поверх конца пятой лычки, пропустите под конец четвертой лычки и зафиксируйте его.

...

Береста красива и с наружной, и с внутренней стороны. Последний мастера чаще выводят наружу. Но, например, в объемных игрушках оригинально смотрятся и белая поверхность, и покрытая наростами (капами) береста.

Выполнив прибавление, продолжите плетение, вводя в него и добавочные лычки.

Зигзаг может быть и с пересекающимися концами, выполнение не отличается от описанного ранее.

В зависимости от того, в каком месте будет располагаться прибавление, форма изделия может кардинальным образом изменяться (поначалу, возможно, не сразу станет понятно, как именно).

Представленные способы прибавления лычек размещают на боковых плоскостях изделия, например такой емкости, которая может служить вазочкой для конфет. Для нее нарежьте 16 лычек толщиной 0,8–1,0 мм, шириной 10 мм и произвольной длины (в зависимости от желаемого размера изделия). Набор инструментов стандартный: ленторез, нож, кочедык, ножницы, тащунчик, зажимы, доска с рейкой, линейка.

Выполняйте работу в такой последовательности:

1) сплетите полотно 8 × 8;

2) выполните средними лычками четыре угла;

3) поднимите стенки на уровень двух клеток в высоту и закрепите их зажимами;

4) начните делать прибавления на высоте одной клетки между углами коврика, введя в полотно по одной добавочной лычке с каждой стороны. Действуйте так же, как было описано выше, т. е. определите нужную точку; расплетите до нее концы лычек; найдите взаимно пересекающиеся лычки, отогните их перпендикулярно относительно наружной стенки изделия; согните добавочную ленту пополам, приплетите ее в точках отогнутых лычек; последние перегните через добавочную лычку и продолжите плетение изделия. Концы добавочных лычек, располагаясь параллельно другим лычкам, расширяют диаметр вазочки (рис. 34) и одновременно образовавшиеся уголки украшают изделие;

5) в завершение работы оформите край мысками.

Рис. 34. Вазочка

Не менее интересным получится изделие, если выполнить прибавления по его дну (рис. 35).

Чтобы осуществить подобное прибавление, действуйте так:

1) сплетя коврик под будущее изделие, наметьте траекторию, по которой проляжет добавочная лычка, которую нужно приготовить и концы которой обозначить буквами А и Б, что сделает путь, который ей предстоит пройти, более наглядным;
2) концы всех лычек отогните, чтобы они приняли вертикальное положение и оставались перпендикулярными основанию (хотя это достаточно трудно, ведь береста – материал мягкий);

Рис. 35. Последовательность выполнения прибавления по дну

3) проведите добавочную лычку по намеченному пути слева направо: конец А добавочной лычки проплетите поверх конца четвертой лычки; согните конец А добавочной лычки под прямым углом и прижмите к концу первой лычки; согните еще раз конец А добавочной лычки под углом 90°, но в обратном направлении, и прижмите к концу пятой лычки сверху; в третий раз согните конец А добавочной лычки под прямым углом и прижмите к нему конец второй лычки; повторите то же самое, но в противоположном направлении, и наложите конец А добавочной лычки к концу шестой лычки; в четвертый раз повторите операцию с прямым углом на конце А добавочной лычки и приложите его поверх конца Б добавочной лычки на конец третьей лычки (при выполнении этих действий обязательно сверяйтесь с рисунком 35); зафиксируйте добавочную лычку, чтобы не дать плетению разойтись.

После того как добавочная лычка заняла положенное ей место, заплетите все концы в обратном порядке:

1) перегните конец первой лычки через край конца А, поверх конца первой лычки положите конец четвертой лычки и зафиксируйте;

2) конец второй лычки перегните через край конца А добавочной лычки и поместите поверх конца четвертой лычки, при этом конец пятой лычки прижмите поверх конца второй лычки и зафиксируйте его;

3) конец третьей лычки перегните под углом 90° через край конца Б добавочной лычки, проложите его поверх конца пятой лычки, заверните под конец четвертой лычки и зафиксируйте его;

4) конец шестой лычки проведите поверх конца третьей лычки.
На этом одна из прибавок завершена. Подобные прибавки можно расположить на противоположных сторонах или на всех четырех. Когда все прибавления будут выполнены, переходите к плетению дна. Независимо от наличия или отсутствия прибавления, углы изделия размещайте по центру каждой стороны.

...

В разных уголках России бересту в древности именовали по-разному – «скала», «скалина», «скалба», «скальё», «скалка». Названия возникли не случайно – в них нашел отражение способ, с помощью которого заготавливается этот природный поделочный материал.

Освоив такие приемы плетения, как убавления и прибавления, вернемся к оформлению края изделия и научимся плести объемный мысок. Для этого в него надо ввести добавочную лычку, которая в виде гармошки пройдет по всему краю изделия.

Край изделия отделывается объемным мыском (рис. 36) после того, как определена высота изделия и установлен проволочный ободок.

Далее оформляйте край изделия следующим образом:

1) из концов первой и шестой, второй и седьмой лычек выполните два мысочка, прижмите их пальцами достаточно сильно, чтобы перегиб лычек был заметен;

Рис. 36. Последовательность выполнения объемного мыска на изделии

2) не вплетая концы первой, второй, шестой и седьмой лычек в изделие, приподнимите их и проведите между ними изогнутую добавочную лычку;

3) чтобы закрепить дополнительную лычку, переплетите концы лычек – второй с седьмой, первой с шестой. При переплетении концов первой и шестой лычек сначала перегибайте через край добавочной лычки конец первой лычки. Это позволит уложить конец шестой лычки сверху и поперек конца первой лычки. Так же поступите и с концами второй и седьмой лычек. Все концы вплетите в изделие в качестве второго слоя;

4) закончив первые два мысочка, перейдите к очередной паре – концам третьей и восьмой лычек, которые прищипните, отогните, вплетите добавочную лычку;
5) таким образом действуйте дальше, работая с парами лычек. При этом концы добавочных лычек сразу вводите в изделие, иначе может возникнуть неразбериха.

...

Для разрезания бересты вдоль ствола мастера использовали пазило (внешне оно напоминает широкое долото) – приспособление на длинной ручке. После этого бересту осторожно, чтобы не повредить нижние слои, скалывали.

При добавлении дополнительных лычек не исключено нарушение переплета. Непосредственно под мысочками в первом и втором рядах шахматный порядок, в котором обычно располагаются квадратики, будет нарушен – один ряд будут образовывать прямоугольники (рис. 37).

Чтобы это не было слишком заметно, рекомендуем придерживаться правила: если один из концов вы вплели правильно, то второй конец лычки вплетайте на клеточку дальше. Далее переплет вернется в норму. Кроме того, постарайтесь сориентировать прямоугольные переплеты в одном направлении (разнобой смотрится хуже).

Рис. 37. Сбой в расположении элементов

Есть еще один выход – заранее нарушить переплет внутри изделия, тогда введение добавочной лычки не изменит ритма плетения. Мы привыкли, что изделие имеет четыре угла и соответственно стороны. Но очень интересные поделки можно изготовить с большим или меньшим количеством углов. Просто надо знать, как это делается. Например, пятиугольная шкатулка или коробочка будут смотреться очень оригинально. Рассмотрим такой вариант. Первоначально сплетите обычный коврик с четырьмя сторонами, который можно разбить на четыре квадрата (рис. 38). Для наглядности обозначим их буквами – ДЕЖЗ; ДЗИК; ДКЛМ; ДМНЕ.

Рис. 38. Полотно, состоящее из четырех квадратов

Перед нами стоит задача вплести в полотно дополнительный квадрат такого же размера. Для чего необходимо расплести четверть коврика (на рисунке 39 это место обозначено жирной линией) и ввести еще четыре лычки.

Рис. 39. Расплетенная четверть полотна

Расплетите концы лычек с первой по восьмую до центра коврика, обозначенного буквой Д, отогните концы лычек относительно полотна на 90° – просто по жирной линии перегните лычки, чтобы образовался угол. Чтобы лычки не расплетались, зафиксируйте их зажимами.

...

На месте срезанной бересты со временем нарастает новая. Тем не менее, дереву наносится вред, поскольку ствол, лишенный защиты, страдает от насекомых и болезней. Помните об этом, приступая к заготовке этого материала.

Между концами пятой, шестой, седьмой, восьмой и первой, второй, третьей, четвертой лычек вставьте четыре дополнительные лычки. При плетение слева направо дополнительная лычка с концом А пройдет за концом пятой лычки, поверх конца шестой лычки, зайдет за конец седьмой лычки и окажется поверх конца восьмой лычки. Согните добавочную лычку под углом 90°, поверх добавочной лычки А пропустите конец первой лычки, под нее протяните конец второй лычки, над ней – конец третьей лычки, поверх нее – конец четвертой лычки. Зафиксируйте полотно зажимами и точно так же введите добавочные лычки с концами Б, В, Г (рис. 40).

Рис. 40. Введение добавочных лычек А, Б, В, Г

Когда последнее действие будет завершено, на полотне появятся два дополнительных квадрата – ДЕОЖ, ДЖРЗ, что и видно на рисунке 40.

В результате каждая из сторон, как и в четырехстороннем полотне, сохранила по восемь концов, четвертая и пятая стороны, помимо уже имеющихся концов, получили новые за счет введения добавочных лычек – концы с двадцать девятого по тридцать второй плюс концы лычек А, Б, В, Е и с двенадцатого по девятый плюс концы добавочных лычек А, Б, В, Е соответственно. Углы можно выплетать в точках М, Е, Ж, 3, К и выполнить в высоту столько рядов, на сколько хватит длины лычек. Если у изделия предусмотрена крышка, то таким же способом на ней можно сделать пять углов.

Чтобы убавить количество сторон и углов до трех, нужно осуществить противоположные действия – не вплетать добавочные лычки, а убрать часть имеющихся. Это удачное решение для конусообразной крышки для какого-либо изделия.
Если первоначально было набрано полотно из шестнадцати лычек, то четыре из них следует удалить, чтобы получить прямоугольное полотно, состоящее из двух квадратов. Последовательность плетения полотна с тремя сторонами показана на рисунке 41.

Рис. 41. Последовательность убавления одной из сторон полотна

Третью грань выплетайте на стороне с восемью концами, а посередине полотна по линии АБ выполните точно такой же угол, как, например, при изготовлении солонки, переплетя концы лычек между собой. Третью грань вы получите, переплетя концы лычек первой, второй, третьей, четвертой с концами лычек пятой, шестой, седьмой и восьмой. В итоге каждая из сторон будет состоять из восьми концов: первая из концов 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13; вторая – из концов 21, 23, 23, 24, 5, 6, 7, 8; третья – из концов 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12.

...

Никогда не применяйте варварские способы заготовки бересты. Например, некоторые надевают «когти» – приспособление для лазания по столбам, забираются повыше на дерево и сдирают бересту. При этом повреждают ствол и обрекают березу на гибель.

Чтобы получилась крышка с тремя углами, на каждой стороне выполните углы в точках Б, В, Г, соблюдая правила переплетения, и доведите до необходимой высоты.

Есть изделия, например сундучок, шкатулка, которым по конструкции полагается иметь ножки. Размещайте их по углам и приплетайте после того, как изделие будет закончено, работая по схеме, представленной на рисунке 42.

Рис. 42. Последовательность выполнения ножек

Определите квадратики, к которым надо приплести ножки, введите добавочные лычки, вставив их изнаночной стороной вверх, и переплетите в указанном на рисунке 42 порядке. Полученная ножка выполняется так же, как тупой мысок при отделке края изделия. Излишек лычек обрежьте.

Чтобы плетеное изделие приобрело необходимую прочность и хорошо держало форму, используют ободки из проволоки, которые прикрепляют к верхней части поделки. Легче всего справляться с алюминиевой проволокой диаметром от 3 до 3,5 мм, в зависимости от размеров изделия.
Для изготовления ободков надо иметь шаблон. Для ободка круглой формы начертите окружность соответствующего диаметра (100, 115, 150, 215 мм) на доске или чурбаке, по линии вбейте гвоздики длиной 30 мм (рис. 43), по которым потом вы будете сгибать проволоку (для ободка диаметром 100 и 115 мм нужно 400 мм, для ободка диаметром 150 мм – 500 мм). Ее концы соединяйте встык способом холодной пайки.

Рис. 43. Шаблон для круглого ободка

Чтобы стык был менее заметным и не прорезал плетение, для него вырежьте пластину из жести 30–40 × 20–25 мм, обогните соединение, излишек обрежьте (рис. 44).

Рис. 44. Отделка стыка ободка жестью

Примерно так же можно выполнить овальный или прямоугольный ободок, т. е. начертите прямоугольник размером 210 × 140 мм (если это будет овал, то углы закруглите), по периметру вбейте гвоздики. Для такого ободка потребуется 700 мм проволоки, которую следует загнуть вокруг гвоздиков, соединив на длинной или короткой стороне (это зависит от месторасположения ручек) и замаскировать жестяной пластинкой.

...

Бересту нередко называют древнерусским папирусом. Большое количество берестяных грамот нашли при раскопках древнего Новгорода. Для письма использовали сделанные из кости писала, которыми на податливом материале выдавливали буквы.

Некоторые изделия имеют ручки (их количество бывает различным), которые надо правильно прикрепить. Действовать можно по-разному – прикреплять к ободку предварительно отделанные ручки или декорировать их вместе с ободком.

Предположим, что ободок имеет диаметр 115 мм. Найдите на нем точки крепления двух ручек, выдержав между ними расстояние в 30 мм. Для каждой ручки подготовьте отрезок проволоки длиной 320 мм и с припуском на крепление 30–40 мм. Последние заточите с одной стороны напильником (это не позволит им сломаться). Придайте проволоке нужную форму (над ободком они должны возвышаться на 100 мм) и прикрепите к ободку с помощью круглогубцев. В центре соедините ручки кусочком проволоки. Обратите внимание на то, чтобы точки крепления ручек не совпали со стыком на ободке.

Если изделие имеет овальную или прямоугольную форму, то ручки можно прикрепить либо к коротким, либо к длинным сторонам, поэтому и длина ручек будет разной (продольных – 460 мм, поперечных – 380 мм плюс 20 мм на припуск). Сначала на противоположных сторонах найдите середину и прикрепите описанным выше способом центральную дужку, после чего, отступив от нее на 20–30 мм в обе стороны, прикрепите оставшиеся ручки. Они должны соединиться с центральной и отстоять от ободка на 130 мм (для продольных) или 120 мм (для поперечных).

Разные конструкции представлены на рисунке 45.

Для оплетки ручек требуется нарезать лычки из самой тонкой бересты шириной 6–8 мм по цвету (желательно такой длины, чтобы ее хватило на всю дужку), совпадающему с внутренней стороной изделия. Для ободка подготовьте лычки шириной 15–20 мм. Потребуется белая лычка длиной примерно 90–100 мм.

Чтобы оплести ручку, смажьте ее и лычку клеем и, начиная от ободка, оплетите дужку по спирали. Таким же образом можно отделать и ободок.

Рис. 45. Ободки: а) круглый с двумя ручками; б) прямоугольный с тремя продольными ручками; в) прямоугольный с тремя поперечными ручками

Есть и другой способ: отрежьте тонкую узкую лычку длиной, равной длине ручки, смажьте ее клеем и обтяните ею ободок (рис. 46). Когда клей высохнет, излишек лычки обрежьте. Постарайтесь выполнить работу как можно аккуратнее и следите за тем, чтобы металлическая часть ободка и ручек нигде не проступила.

Рис. 46. Обтягивание ободка

Если изделие имеет две или три ручки, то оплетите их по отдельности, прикрепите к ободку, соедините по центру и декорируйте так:

1) наложите на них белую полоску;

2) заведите один конец темной лычки за одну из ручек, смажьте ее клеем;

3) выполните обмотку ручек, не позволяя смещаться белой полоске и проводя темную лычку то над, то под белой полоской (рис. 47);

4) оплетите ручки примерно на 60 мм, конец темной лычки смажьте клеем, замаскируйте между дужками;
5) когда клей высохнет, лишнюю ленту аккуратно обрежьте.

Рис. 47. Оплетение нескольких ручек

...

Новгородцы владели секретом предварительной обработки бересты, при котором та превращалась в эластичный, некоробящийся материал. Писчую бересту покупали так же, как мы сейчас приобретаем бумагу.

1. Изделия из цельного пласта бересты по сравнению с плетеными отличаются более простой формой и не так трудны в исполнении. С цельнопластовой берестой работали многие мастера разных народов, но сохранилось не все. Из такого материала изготавливали черпаки, ковши, обувные стельки, всевозможные чуманы, набирушки, шердыны. Цельная береста шла на изготовление лодок, временных жилищ вроде шалашей и т. п.

Поскольку при изготовлении изделий из пласта приходится его перегибать, то для таких поделок требуется свежая, буквально снятая дерева береста, так как она в меньшей степени склонна к образованию трещин. Этому препятствует и особая обработка материала, в частности нагревание на огне или выдерживание в горячей (60–70 °C) воде. Правда, необходимо не допустить скручивания бересты. Известна такая технология, при которой свернутую в рулон бересту кипятили по несколько часов, после чего она больше напоминала кожу и была легка в использовании. Из нее получались сложные изделия, а составляющие их слои бересты соединялись шовным материалом (узкими берестяными ленточками, бечевкой и пр.).

Из цельного пласта бересты можно за пару минут сделать, например, черпачок, которым в походе и воду можно набрать, и уху разлить по мискам и т. д. Если вы окажетесь без кружки или ложки, то оглядитесь вокруг. Если на глаза попадется береза, то считайте, что ваша проблема решена. Выберите подходящий участок коры на стволе (на нем не должно быть каких-либо дефектов), снимите его, очистите ото мха, вырежьте круг произвольного диаметра, сложите его в виде воронки лицевой стороной внутрь (береста не растрескается, если сгиб пройдет поперек чечевичек).

Для удобства оснастите черпачок ручкой, в качестве которой выступит обычный прутик, срезанный с черемухи или ивы. Окорите его, расщепите конец и вставьте в него воронку, причем складочка должна попасть в расщеп, который желательно обмотать берестяной лычкой, бечевкой или корнем дерева, растущего неподалеку. Это придаст изделию прочность и продлит срок его службы.

2. Конструктивно более сложными являются сшивные изделия, которые состоят из нескольких деталей и скрепляются между собой с помощью шовного материала или посредством замкового соединения. Примером сшивной поделки может служить так называемая рубашка, надеваемая на туес, выполненный из сколотня. Края рубашки можно сшить разными способами (рис. 48) либо узкой лентой бересты, либо корнем, что придаст изделию дополнительную декоративность.

Рис. 48. Разновидности соединительных швов

...

Несмотря на то, что бумага повсеместно вытеснила бересту, но были времена, когда о ней вспоминали. Например, в Великую Отечественную войну партизаны выпускали на ней боевые листки.

Замковое соединение также широко используется. Образующийся при этом рисунок бывает различным (рис. 49), но чаще всего предпочтение отдают треугольному замку (рис. 50), особенно для небольшого по размеру изделия.

Рис. 49. Типы замкового соединения

Рис. 50. Треугольное соединение: 1 – выкройка; 2 – в готовом виде

Для выполнения треугольного замкового соединения действуйте так:

1) подберите для рубашки не имеющую дефектов пластину толщиной 1 мм. Ее концы с изнаночной стороны срежьте на ус (под углом 45°);

2) на одном из краев на лицевой стороне разметьте шилом и вырежьте треугольные окошки. Удобнее всего это сделать на куске линолеума;

3) наденьте рубашку на сколотень, плотно прижмите и перенесите разметку на противоположный конец пластины;

4) вырежьте окошки на другом краю рубашки, но не напротив первого ряда, а сместив их на одно отверстие. В результате на одном краю окажутся треугольные отверстия, на другом – соответствующие им по количеству лепестки;
5) чтобы лепестки свободно вошли в отверстия, немного подержите их в теплой воде и заправьте в окошки.

...

Бытовые предметы мастера охотно декорировали прорезным ажуром. Этим особенно славились жители Великого Устюга и его окрестностей, где и поныне сохраняют и развивают традиции изготовления берестяных кружев старых умельцев.

Декорирование изделий

Береста, бархатистая, покрытая редкими штрихами контрастного цвета, красива и без всякого декора, тем более что различные оттенки золотисто-медовых и красновато-коричневых тонов гармонично сочетаются между собой. Несмотря на это, за многие века практики умельцы разработали немало способов дополнительного украшения берестяных изделий, которые покрывают тиснением, прорезной резьбой, расписывают красками, на которых выжигают орнамент и т. д. Мелкий плетеный узор также придает изделию оригинальность. Рассмотрим различные способы декорирования поделок из бересты. Но хотим заметить, что применять их необходимо умеренно, чтобы не перегружать изделие.

Начнем с того, что поделку можно украсить берестяными лентами. В зависимости от того, каким образом она будет протягиваться по изделию, получатся:

1) конвертики (треугольники). Возьмите ленточку, ширина которой соответствует той, из которой изделие выполнено, и заправьте ее в поперечный переплет, причем изнаночной стороной вверх. Лычка перегнется под углом 45° и ляжет в виде треугольника. Если лычка достаточно длинная, то ею можно декорировать изделие по всему периметру, располагая квадратика в один или два ряда, вертикально и горизонтально, навстречу друг другу (рис. 51);

Рис. 51. Конвертики: а) схемы изготовления; б) варианты компоновки декора

2) звездочка (рис. 52), которую можно образовать, если разместить треугольники в четырех квадратиках относительно общего центра;

Рис. 52. Звездочка

3) ромбики (рис. 53), для получения которых заправляйте лычку в два поперечных переплета, находящихся на одной линии. Элементы можно располагать в ряд, горизонтально и вертикально;

Рис. 53. Ромбики: а) схема; б) вариант компоновки

4) ступеньки (рис. 54) получаются так же, как ромбики, но при этом заполните двумя ромбиками диагонально расположенные клеточки;

Рис. 54. Ступеньки

...

Еще влажная береста достаточно легко расслаивается. А чтобы отделить пласты высохшего материала, подержите его в теплой воде несколько часов. Распаренную бересту расслоите деревянным ножом. Тонкослойный материал используйте для мелких поделок, для крупных оставьте более толстую бересту.

5) поясок (рис. 55). Чтобы выполнить поясок, заправьте длинную лычку другого цвета в диагональные переплетения. Для этого на уровне двух с половиной клеток перегните лычку под углом 45° – это будет край пояска, потом заправьте его в переплет под прямым углом относительно первого. Когда лычка дойдет до противоположного края, перегните ее, образуя бортик, и снова вплетайте ее зигзагообразно по периметру изделия. Таким же образом проложите вторую, третью и так далее лычки, пока весь поясок не окажется заполненным;

Рис. 55. Поясок: траектория движения лычки

6) веревочка (рис. 56). Этот элемент не только украшает изделие, но и делает более прочным его край, поскольку при плетении им охватывают не только стенку поделки, но и укрепляющий его бортик прутик. Пропустите лычку в переплет изнаночной стороной вверх наподобие петли, обхватите прут и заправьте ленту в следующий переплет, после чего затяните лычку и продолжите движение. Можно вместо прута проложить веревочку 2–3 раза. Веревочкой можно отделывать не только плетево, но и изделия из пластовой бересты. Но для этого по краю необходимо выполнить отверстия.

Рис. 56. Веревочка: а) на плетеном изделии; б) на поделке из пластовой бересты

При этом шов может иметь как разную длину, так и различный наклон (рис. 57);

Рис . 57. Разновидности отделочных швов

7) рожок. Его легко сделать, следуя схеме, представленной на рисунке 58. Такие элементы можно размещать на любом квадратике.

Рис. 58. Схема плетения рожка

Береста хорошо поддается окрашиванию анилиновыми и природными красителями. Например, коричневый цвет дает отвар коры, плодов, веток ольхи черной, дуба; зеленый – отвар волчьих ягод, прокипяченных в уксусном растворе; красный – сок брусники; фиолетовый – некрепкий раствор перманганата калия. Чтобы приготовить отвар из коры, листьев и иного, надо положить их в тканевый мешок, завязать, залить водой и прокипятить в течение 1,5–2 ч, регулируя насыщенность отвара количеством воды. В качестве закрепителя природных отваров используйте поваренную соль, уксус.

...

При заготовке берестяных лент следует помнить о том, что если оставить их нескрученными на несколько часов, то они окажутся непригодными для плетения. При их скручивании желательно придерживаться правила: с одной березы – один клубок.

Но предварительно необходимо освободить бересту от дубильных веществ, для чего достаточно выдержать ее в мыльной воде или в растворе пищевой соды. После этого надо развести краситель согласно инструкции и погрузить в него берестяной пласт на 2–3 ч. Чем больше вы будете держать материал в растворе, тем более плотным получится его цвет. После окрашивания просушите пласт, повесив его на веревку, как обычное белье, с помощью прищепок. Поскольку слегка влажная береста лучше поддается обработке, то не ждите, пока она полностью высохнет – снимите немного раньше. Если потребуется распрямить пласт, то можно прогладить его утюгом.

Вместо окрашивания можно покрыть бересту бесцветным спиртовым лаком, который сохранит ее естественный цвет. Перед обработкой очистите изделие от пыли и тщательно просушите. Для работы используйте чуть теплый лак и наносите его обычной кистью. После высыхания повторите лакирование поделки.

Окрашивание эмалями, масляными красками осуществляется без каких-либо особых условий. Необходимо заметить, что природные красители дают более стойкий цвет, чем краски.

Особую прелесть имеет расписная береста, которая относится к самостоятельному виду народного искусства, которое в разных регионах страны имеет свои способы и традиции: например в Вологодской и Архангельской областях берестяные изделия украшают приемами свободной кистевой росписи, нанося на изделия изображения птиц, растительности, цветов и пр.

Композиция росписи определяется формой и назначением предмета. Сейчас обычно расписывают посуду, туеса. В росписи преобладают растительные мотивы и орнаменты (рис. 59).

Традиционные цвета росписи красный и желтый, иногда коричневый, зеленый, синий, т. е. цветовая палитра достаточно ограниченная, но это объясняется тем, что главная роль отводится фону, от цвета которого зависит яркость нанесенной росписи.

Рис. 59. Фрагменты росписи по бересте

Перед тем как приступить к работе, необходимо подготовить берестяную поверхность, а именно – загрунтовать ее. Для этого смешайте мел со столярным клеем, чтобы полученная масса имела консистенцию густой сметаны, нанесите состав на наружную поверхность бересты тонким слоем, разгладьте его шпателем или мастихином, чтобы заполнить все углубления и другие изъяны.

...

Для поделок более всего подходит верховая береста, которую снимают со средней части хорошо развитого ствола. Со старых деревьев (старше 60 лет) такого материала не получить.

Загрунтованная поверхность сохнет примерно 6–8 ч при температуре окружающего воздуха 18–20 °C. По прошествии этого времени зачистите бересту мелкой наждачной бумагой, чтобы окончательно выровнять поверхность, после чего нанесите два слоя белил – сначала более жидких, потом более густых. После этого можно считать бересту готовой к росписи, для которой подходят темперные, гуашевые и акриловые краски. Законченную роспись дважды покройте лаком, оставляя его для просушки на 24 ч. Удобно работать беличьими, колонковыми и синтетическими кистями.

Расписывать можно не только готовые изделия, но и использовать бересту как холст для написания картин. Конечно, говорить о полноценной живописи не приходится, зато очень подходит китайская или японская техника рисунка кистью. При выборе сюжета отталкивайтесь от самой бересты, которая нередко подсказывает композицию и тему.

Берестяные изделия было принято украшать и прорезной резьбой – отверстиями в виде овалов, ромбов, крестов, зигзагов, квадратов, кружков, веточек и т. д. Некоторые представлены на рисунке 60.

Рис. 60. Элементы для прорезной резьбы по бересте

Элементы компоновали различным образом и получали орнамент (узор из ритмически упорядоченных элементов), характерный для той или иной местности (например, на севере предпочитали включать в орнамент елочки, оленьи рога, птиц, на юге – плоды, например виноград и т. д.), при этом мотивы и образы стилизовали и обобщали. Орнамент мог быть растительным, геометрическим. Особенно часто таким образом декорировали короба, туеса, женские украшения.

Для прорезной резьбы специально подбирали тонкий материал – 0,5 мм (такой дают молодые деревья), с практически незаметными чечевичками.

Для выполнения резьбы бересту необходимо сначала подготовить – очистить с обеих сторон, разделить на слои (толщина пласта должна составлять 2 мм).

Для резьбы предназначается и специальный инструмент, в частности нож-резак, понадобятся затупленное шило, линейка, циркуль, копировальная бумага, карандаш, ластик. Работу значительно облегчат шаблоны, по которым можно вырезать повторяющиеся мотивы орнамента. Для резьбы надо использовать прорезную доску, изготовленную из липы или осины. Если такой доски нет, то работать удобно на куске линолеума (он не должен быть утепленным, поскольку очень быстро прорезается насквозь). Чтобы приобрести навыки резьбы, поначалу выполняйте простые рисунки, постепенно усложняя узор.
Для тренировки возьмите бересту, прочертите шилом параллельные линии на расстоянии 10 мм одна от другой, внутри которых и вырезайте ромбики, кружочки, полулунки и другие элементы. С приобретением опыта можно переходить к более сложным узорам, предварительно подготовив шаблоны, по которым на бересту шилом и наносится рисунок. Сначала вырезайте кайму, потом центральную часть. Чтобы крупные детали получались одинаковыми, обязательно наносите на бересту их контуры, а мелкие можно резать и на глаз, особенно когда сформируется навык и появится опыт.

...

В одном из краеведческих музеев хранится ленторез в виде прялки, на основание которой садился человек. Примерно на уровне его груди находился горизонтальный брусок с закрепленными на нем вертикальными ножами (между ними вбивались клинья, регулирующие ширину ленты), через которые и протягивалась береста.

Техника резьбы состоит в следующем:

1) ножом-резаком с длинной рукоятью снимите участки фона. При этом держите инструмент вертикально в правой руке, поставив локоть на стол. Левой рукой придерживайте бересту, прижимая ее к прорезной доске или линолеуму;

2) при резьбе перемещайте не нож, а под него подавайте бересту, постепенно поворачивая ее.

Чтобы сделать бересту более яркой и читаемой, под нее делают подкладку, например из бересты, фольги или разноцветной бумаги. Подкладка будет прочно держаться, если предварительно наклеить ее на бересту, а потом уже на изделие. Приклеив бересту с резьбой столярным клеем, положите ее под пресс.

Чтобы прорезная резьба была более заметной, под нее необходимо подложить бересту, контрастную по цвету.

Прорезную резьбу нередко сочетают с тиснением, для которого используют чеканы (рис. 61).

Чтобы орнамент или рисунок отпечатался четко и красиво, тиснение наносите на нагретый материал, на бархатистую поверхность бересты. Способ, который используется, называется графическим линейным тиснением.

Рис. 61. Примеры узоров для тиснения

Линия тиснения обычно достаточно глубокая, поэтому ее можно дополнительно подкрасить, что сделает узор или орнамент еще более выразительным.

Чаще всего тиснят туеса, пояса и шкатулки, на которых можно в одну линию выстроить интересный узор из розеток, кругов и пр. По полю изделия можно разбросать одинаковый узор, который сложится в более крупный рисунок.
Для тиснения положите пласт бересты (лучше, если она будет свежей, без чечевичек) на твердую деревянную или металлическую поверхность. Наметив соответствующее место в виде линии или сетки, установите вертикально чекан и стукнете по нему молотком (удар должен быть обязательно один). На бересте останется углубленный рельеф. При этом стремитесь к тому, чтобы оттиск был одинаковым и хорошо читаемым. На чеканах узорчатая поверхность бывает разной, поэтому с ней надо соизмерять силу удара. Чтобы приобрести навык тиснения, попробуйте первые узоры выполнить на ненужных кусочках бересты. Если тиснение наносится на рубашку для туеса или на пояс, то ему должно предшествовать вырезание замков.

...

При плетении приходится протягивать лычки через узкие места, что сделать достаточно трудно. Задача облегчится, если слегка смазать ленты растительным маслом.

Чеканами удобно выполнять одинаковые элементы узора (каждый мастер имеет свой набор чеканов, которые не похожи на инструмент других умельцев), а точки и штрихи надо наносить шилом.

В Сибири и на Дальнем Востоке как один из способов украшения берестяных изделий распространено выскабливание , которым украшают и законченное изделие, и подготовленный пласт бересты. Для такого декора подбирайте бересту, снятую весной (можно использовать и осеннюю, но у нее камбий бывает более светлым). Она темно-коричневого цвета с небольшим слоем камбия.

Техника выскабливания достаточно проста:

1) на бумаге нарисуйте узор, орнамент и перенесите его на бересту;

2) тот участок, на котором окажется рисунок, чуть смочите теплой водой (это можно сделать ватным тампоном или салфеткой);

3) используя нож-косяк, осторожно выскоблите элементы узора и сохраните фон. Или действуйте по-другому – удалите фон вокруг рисунка.

Есть и другая техника выскабливания, для которой предпочтение отдается летней бересте, которая отличается более темным цветом. Если вы намерены использовать весеннюю бересту, то предварительно окрасьте ее, например, морилкой, отваром дубовой или ольховой коры и т. п. От предыдущего способа данный отличается тем, что контур рисунка надо подрезать на небольшую глубину и отслоить. Поскольку береста – материал многослойный, имеющий разные оттенки, то при таком декорировании можно найти немало интересных колористических решений.

Нетрадиционным способом украшения берестяного изделия является выжигание по бересте, хотя следует признать, что древние мастера прибегали к обжиганию шелковистой коры, подержав ее над костром. Береста становилась коричневой и блестящей, как будто покрывалась лаком. При этом можно и нужно использовать фактуру материала, например наплывы, трещины, штрихи, включая их узор (например, пятно на материале может быть преобразовано в животное, дом; риска – в одиноко стоящее дерево и т. д.). Тематика очень разнообразная, как взятая с натуры или из какого-либо источника, так и придуманная самостоятельно. Это могут быть животные, пейзажи, архитектура, бытовые сценки и пр. (рис. 62).

Рис. 62. Рисунок, нанесенный на бересту выжиганием

Для выжигания по бересте необходимо иметь специальный электрический прибор, приобретенный в магазине или самодельный. Одной из его составляющих является трансформатор, который понижает напряжение до рабочего (до 2 В), мощность прибора – примерно 20 Вт.

Прибор имеет держатель с укрепленным на нем электродом, который нагревается под действием электрического тока. При работе с выжигателем необходимо соблюдать определенные правила, в частности отключать прибор от сети во время перерыва, пользоваться подставкой для держателя.

Как и при росписи, прорезной резьбе, при выжигании применяются шаблоны, изготовленные из фанеры или картона. Учебные рисунки выжигайте точками, располагая их с большей или меньшей густотой, варьируя их размер и глубину. Это позволит придавать изображаемым предметам объем, создавать светотень и т. д.

Чтобы было удобно работать, изделие надо установить под небольшим углом к поверхности стола на расстоянии 35–40 см от глаз (кстати, они очень устают от напряженного вглядывания, поэтому необходимо через 20–30 мин устраивать перерывы) и обеспечить хорошее его освещение.

Изделие, украшенное выжженным узором, можно окрасить, расписать, залакировать. При этом используйте водорастворимые краски, тушь, чернила, подойдет и морилка. Не стремитесь наложить толстый слой краски, чтобы сразу получить цвет необходимой насыщенности. Красящий раствор должен быть не слишком густым, поэтому его следует наносить несколько раз.
Кисти, которыми можно расписать изделие, обычные – беличьи. Большие поверхности покрывают краской, наносимой ватным тампоном, завернутым в хлопчатобумажную ткань. Чтобы краска равномерно распределилась по поверхности, ее надо сразу же протереть чистой мокрой салфеткой.

...

Очелье лучше смотрится, если оно выполнено из одной ленты. Длину ее можно определить простым способом: измерьте окружность головы и умножьте полученный результат на два.

Береста, покрытая редкими полосками, напоминающая на ощупь замшу, хороша сама по себе, но человеку всегда хотелось привнести в изделие что-то свое. Декорирование предмета, в частности аппликация, это и позволяет сделать. При этом надо учитывать характерные особенности бересты:

1) светлый рисунок, помещенный на темный фон, будет казаться крупнее, чем есть на самом деле, а темный рисунок на светлом фоне – мельче;

2) однотонный фон приобретет оттенок яркого, насыщенного по цвету рисунка (это явление называется рефлексом), изображенного на поверхности бересты;

3) при обведении границ между разнотоновыми участками бересты светлой или темной линией взаимовлияние цветов нивелируется, поскольку темный контур кажется тенью, а светлый делает рисунок более выпуклым;

4) при создании берестяной аппликации следует учитывать направление штрихов и черточек на ней, ее цвет и толщину. Поговорим об этом немного подробнее. Каждый фрагмент, изображенный на аппликации, требует, чтобы штрихи на материале имели строго определенное направление, например, если вы изображаете крутой берег, обрыв, высокую гору, то штрихи на бересте должны быть расположены под прямым углом к горизонту; если это прогалина, размытая половодьем, то пластины бересты должны лечь горизонтально; дерево на переднем плане требует, чтобы штрихи на стволе были вертикальными, хотя на дальнем плане от этого принципа можно отступить.

Цвет бересты, подобранный для конкретной работы, зависит от различных факторов, в частности от художественного вкуса автора, замысла, сюжета и в большой степени от настроения исполнителя. Но есть моменты, которые остаются неизменными при любых обстоятельствах: для дальнего плана следует использовать материал более мягких тонов, для переднего, наоборот, – более насыщенных, плотных, иначе перспектива изображения пострадает (возникнет то, что называется обратной перспективой), но при этом переход между ними должен быть постепенным. Кроме того, надо принимать в расчет и общий колорит работы (совокупность цветовой палитры), т. е. изображение не должно выглядеть как хаотичный набор самостоятельных фрагментов – цвет должен их объединять. Здесь большую роль играет вкус создателя картины или панно.

...

При плетении приходится использовать зажимы, от которых могут оставаться следы, портящие изделие. Чтобы этого не случилось, подкладывайте под них небольшие кусочки бересты.

Цвет непосредственно связан с толщиной бересты: более тонкие, почти прозрачные пластины дают приглушенный тон, поэтому такой материал лучше передает глубину, перспективу, например, пейзажа, подходит для изображения неба, воздуха. Однако толщина берестяных пластин должна увеличиваться при приближении к переднему плану работы, хотя не исключаются и варианты – все зависит от того, что именно представлено на аппликации. Например, на картине, изображающей осеннюю пору, небольшие лужицы посреди усыпанной опавшей листвой земли лучше выполнить тонкими пластинами со сложным цветом.

Тем не менее, советуем избегать использования толстых пластин (помимо переднего плана), потому что в аппликации пластины накладываются одна на другую, пересекают друг друга, что в результате создает новый цвет, обыгрываемый автором. Если береста будет слишком толстой, необходимый эффект не будет достигнут.

И последнее: не увлекайтесь подкрашиванием. Береста обладает своеобразным свечением, которое пропадает, если нанести на материал краску.

Большое значение для мозаичной работы, каковой представляется аппликация, имеет выбор рисунка. Поскольку выразительные возможности берестяного полотна все-таки достаточно ограничены (если сравнивать их, например, с живописными), то на рисунке не должно быть множества небольших деталей, которые своим мельтешением только раздробят изображение (должно иметь место художественное обобщение).

Важно правильно выбрать и размер рисунка: если он будет слишком крупным, то работа покажется грубоватой; если мелким, то картина будет не только сложной в исполнении, но и невыразительной.

Относительно приемов работы скажем следующее:

1) основной инструмент – нож-резак;

2) непосредственно аппликации должна предшествовать разработка рисунка, который потом надо будет перенести с бумаги на бересту, учитывая ее цвет, тон, толщину, направление штрихов;

3) прежде чем вырезать фрагменты, наклейте бересту на бумагу;

4) при вырезании старайтесь не исказить рисунок. Для этого совмещайте его линии, точки отдельных частей;

5) вырезав элементы, соберите из них картинку, чтобы еще раз проконтролировать правильность подбора текстуры, толщины, цвета, насколько точно совпадают контуры деталей. Если не обнаружите никаких погрешностей, наклеивайте бересту на основу, в качестве которой могут быть дерево, береста, бумага, картон, фанера;

6) аппликация должна быть соответствующим образом оформлена. Поскольку это картина или панно, надо изготовить или подобрать для них раму, причем от нагруженного декором золотого багета следует отказаться сразу – слишком они несочетаемы. Надо придумать что-нибудь интересное, гармоничное, но при этом ненавязчивое, не подавляющее изображение. Здесь опять имеет значение художественный вкус автора.

...

При изготовлении кружки из сколотня его требуется вывернуть, чтобы образовался загнутый край. Для этого прокипятите сколотень в воде, в которую добавлена пищевая сода. Заготовка станет эластичнее. Кроме того, она приобретет коричневый цвет.

Несмотря на то, что новые времена приносят новые технологии, преображают наш быт, вытесняя из обихода различные традиционные предметы, потребность в изделиях, выполненных из бересты, сохраняется. Сейчас чаще всего изготавливают хлебницы, туеса, шкатулки и другие необходимые в хозяйстве емкости. Если вам не нравится пластик, то береста – великолепная ему замена, тем более что предметы из нее живут десятилетиями и даже передаются по наследству.

Изделия из бересты выполняются исключительно вручную, поэтому о каждом можно сказать, что оно авторское, эксклюзивное.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕРЕСТЫ

Плетеные изделия

Для плетеных изделий нарезали полосы разной ширины. Минимальными были лычки шириной 5 мм, максимальными – ленты шириной до 60–70 мм. Этот параметр зависел от пропорций изделия, которое планировали изготовить. Понятно, что для дорожной солонки готовили узкие лычки, а для сундука, который своими габаритами не уступал деревянному, – широкие. Тем не менее, назовем оптимальную ширину лычки для тех или иных вещей:

1) для крупногабаритных вещей – 30 мм и более;

2) для лаптей сорокового – сорок второго размера – 25–30 мм;

3) для лаптей тридцать шестого – тридцать восьмого размера – 20–25 мм;

4) для бытовых предметов – 15 мм;

5) для сувенирных поделок – 10 мм и менее.

Чаще всего из бересты выплетали детские игрушки, корзины, пестери, сумки, горлатки (бутыли), короба, зобни (корзинки), форма и размер которых определялись назначением поделки. Коробочки, солонки, чаши, блюда были разнообразными по форме, потому что каждый мастер привносил что-то свое.

В настоящее время трудно представить, чтобы кто-то обул лапти и вышел на улицу, а были времена, когда они у крестьян были единственной обувью. В ней работали в поле, ухаживали за скотиной, использовали в качестве домашней, причем в разных местностях такая обувь имела разную форму и название, например различались лапти и ступни.
Мы поговорим о различных плетеных изделиях из бересты, но сначала несколько слов о том, что должно предшествовать работе. Во-первых, определите назначение и форму предмета; во-вторых, не лишним будет сделать эскиз, тем более, что это поможет рассчитать размеры и количество лычек; в-третьих, подберите материал, цвет (по узенькой лычке определить цвет практически невозможно, поэтому необходимо ориентироваться на окраску пласта бересты) и толщина которого будут соответствовать изделию; в-четвертых, очень важно правильно нарезать лычки, поскольку плотность, прочность, форма изделия в значительной степени зависят от точности этого действия (даже если из десятка лычек одна окажется более широкой или узкой, это отрицательно скажется на форме и устойчивости поделки); в-пятых, правильно подготовьте материал к плетению: если вы используете бересту, свернутую в рулон, то раскрутите его и выгните в обратном направлении, чтобы распрямить материал; если вы собираетесь плести небольшое изделие, например солонку, на которую уйдет примерно 40 см ленты, то не нарезайте больше, чтобы не пришлось потом отправлять в отходы качественный материал; в-шестых, для нарезки лычек используйте необходимые инструменты и соблюдайте технологию.

...

Для тиснения на бересте подбирали определенные сюжеты и узоры. Наиболее любимыми были изображения животных, птиц. Очень часто выполняли геометрические орнаменты.

Береста – материал податливый, при плетении не требующий приложения чрезмерных усилий. Качество выполненного изделия определяется исключительно тем, насколько усвоены приемы работы. Если плетением вы занялись впервые и поэтому не имеете достаточного опыта, то не стоит сразу же браться за сложное изделие, например за заплечный короб и т. п. Начните с простого – с коврика или салфетки, и для тренировки украсьте их треугольниками, рожками и др. Небольшая поделка поможет вам почувствовать материал и добавит уверенности при изготовлении более сложных изделий. А если далее ваше желание заниматься плетением укрепится, то скоро придет и умение. Придерживаясь правила: «Каждое лыко – в строку», вы сумеете справиться с любой задачей. Главное – учитывать ширину лычек, наружный и внутренний слой материала, помнить о соразмерности и объеме изделия.

Один мастер из Архангельской области рассказывал, что «в прежно-то время, ковды за стол садились, одну бересту и видели: блюда, солонки, ковши, стаканы, штофы. А еше на катанки береста шла, галоши из ей делали. Наденешь на валенки: хорошо идти, дробко, ноги в тепле…» Мы предлагаем вам тоже попробовать свои силы в плетении из бересты. Надеемся, что у вас получатся и кухонная утварь, и хозяйственные изделия, и украшения, и игрушки. При этом не бойтесь вносить свои изменения и дополнения в модели (рассматривайте наши указания не как догму, а просто как руководство к действию), возможно, что ваше решение окажется более интересным, в наибольшей степени это касается декорирования изделий.

Именно с этого мы хотим начать, поскольку небольшое украшение, изящная деталь могут изменить впечатление от поделки, сделать ее более привлекательной и оригинальной. Из элементов декора мы представляем следующие.

1. Трехгранная бусина, которая будет выглядеть изящно, если выполнить ее из тонкой берестяной ленты (шириной от 8 до 15 мм). Заострите один конец лычки, чтобы было легче протягивать ее в процессе плетения. Начиная с другого конца, согните лычку 4 раза, чтобы получились четыре квадрата. Линии сгиба должны быть очень заметными и четкими.

Чтобы не перепутать квадратики, обозначьте их цифрами 1, 2, 3, 4. Далее складывайте их в такой последовательности:

1) развернув первый квадратик на 90°, положите его на четвертый квадратик;

2) перегните первый и четвертый квадратики по диагонали, поднимите лычку вверх, чтобы прикрыть отверстие, образованное вторым и третьим квадратиками;

3) заостренный конец лычки пропустите между вторым и третьим квадратиками;

4) затяните плетение, четко обозначив грани бусины;

5) наложите оставшийся конец на третий квадратик, пропустите лычку между ним и четвертым квадратиком, лишнее обрежьте. Порядок, в котором необходимо складывать лычку, показан на рисунке 63.

Рис. 63. Порядок плетения трехгранной бусины

2. Четырехгранная бусина. Приготовьте лычку с одним заостренным концом. Начиная с другого конца, согните лычку, чтобы образовались шесть квадратиков, обозначьте их соответствующими цифрами, чтобы не перепутать их при плетении. Далее поступайте так:

1) развернув первый квадратик на 90°, положите его на четвертый квадратик;

2) поднимите лычку вверх, чтобы пятый квадратик образовал новую грань фигуры;

3) положите шестой квадратик поверх третьего и пропустите заостренный конец под вторым квадратиком, чтобы снаружи лычка легла на пятый квадратик;
4) закрепите плетение, пропустив свободный конец под поперечным ему квадратиком, лишнее обрежьте. Описанная последовательность представлена на рисунке 64.

Рис. 64. Порядок плетения четырехгранной бусины

...

При работе с берестой в основном применяют такой вид плетения, который напоминает полотняное, распространенное в ткачестве. Берестяные ленты, чередуясь, дают клетчатый узор, который бывает прямым и наклонным.

2. Плоская квадратная бусина. Для нее приготовьте две лычки, заострив каждую с одного конца, после чего начните плетение:

1) наложите одну лычку на другую под прямым углом друг к другу лицевой стороной вниз;

2) загните нижнюю лычку поверх верхней, изменив ее направление на противоположное;

3) точно так же поступите со второй лычкой;

4) переверните заготовку таким образом, чтобы лицевые стороны лычек опять смотрели вниз;

5) нижнюю лычку загните поверх прямого торца первой лычки, чтобы она оказалась поверх второй, и пропустите ее под поперечным квадратиком второй лычки;

6) так же поступите со второй лычкой, загнув ее 2 раза и протянув под первой лычкой. Такими действия вы закрепите плетение, последовательность которого показана на рисунке 65.

Рис. 65. Порядок плетения плоской квадратной бусины

...

Технически прямое плетение проще косого. Поэтому с него следует начать обучение. Задача еще более облегчится, если пробные работы выполнить не из бересты, а из более податливого и привычного материала – из бумаги, нарезанной лентами.

4. Крученая бусина. Для этой фигуры используется свежая береста, которая распаривается и легко скручивается. Форма бусины зависит от ширины основания и высоты треугольника и толщины используемого материала. Для изготовления такой бусины возьмите соответствующего размера прямоугольник, разметьте на нем треугольники, вырежьте их и выполните следующие действия:

1) опустите основание треугольника в горячую воду, чтобы она закрутилась;

2) прокатывая заготовку между ладонями, уплотните ее, оставив небольшое отверстие, через которое смогла бы пройти игла с ниткой или тонкий шнурок;

3) когда треугольник плотно скрутится, посередине бусины шилом проделайте отверстие, в которое вставьте острый кончик бересты (его можно и приклеить, стараясь не испачкать клеем поверхность изделия). Последовательность выполнения бусины показана на рисунке 66.

Рис. 66. Порядок изготовления крученой бусины

5. Звезда Фребеля. Элемент получается особенно эффектным, если для него взять лычки толщиной 0,5 мм, шириной 12 мм. Длина необходимых четырех лычек должна быть не менее 300 мм. Приготовьте материал, заострите лычки и начните плетение:

1) выполните основание 2 × 2;

2) переплетите лычки, чтобы получился неразъемный квадрат;

3) концы четырех верхних лычек по очереди перегните так, чтобы, чтобы накрыть предыдущий конец, последний протяните через переплет. В результате окажется, что четыре лычки из восьми располагаются выше остальных;
4) отогните один из них в сторону, образуя угол 45°, согните эту лычку еще раз, чтобы образовался второй угол, положите их один на другой, а свободный конец протяните через переплет. Повторите действие еще 3 раза;

...

Первые лычки надо укладывать лицевой стороной вверх, чтобы в изделии они оказались внутри, а второй слой вплетать лицевой стороной наружу. Как правило, одного уплотняющего слоя бывает достаточно, но если плетево ведется из тонких лычек, то слоев может быть и больше.

5) поверните изделие уголками вниз и повторите описанные действия с оставшимися четырьмя уголками. У вас должна получиться фигура, в которой от квадрата в виде лучей отходят восемь уголков;

6) украсьте одну из сторон рожками, лишние концы обрежьте. Последовательность изготовления элемента представлена на рисунке 67.

Рис. 67. Порядок плетения звезды Фребеля

6. Из берестяных лычек нетрудно выполнить различные плоские плетенки, которые могут использоваться и самостоятельно – при изготовлении обручей, браслетов, и в качестве элементов других изделий, например в качестве декора, как ручки для корзин и пр. Разновидностей таких плетенок немало, мы предложим только несколько из них.

Ширина и длина лычек определяются размером изделия, хотя хотим заметить, что для них лучше использовать берестяную ленту, снятую с дерева спиралью и имеющую достаточную длину, особенно если речь идет о крупных поделках.

Представляем некоторые виды плетенок из книги В. В. Финягина «Изделия из бересты». Для удобства обозначим их вариантами от 1 до 6:
1) плетенка из трех полос (рис. 68);

Рис. 68. Вариант 1

2) плетенка из четырех полос (рис. 69);

Рис. 69. Вариант 2

3) плетенка из четырех полос с двумя осевыми (рис. 70);

4) плетенка с зубчатым краем из четырех полос (рис. 71);

5) плетенка с зубчатым краем из четырех полос с поворотом (рис. 72);
6) плетенка из четырех полос объемная (рис. 73).

Рис. 70. Вариант 3

Рис. 71. Вариант 4

Рис. 72. Вариант 5

Рис. 73. Вариант 6

После того как вы, потренировавшись и приобретя навык плетения вообще и отдельных элементов в частности, можете переходить к изготовлению изделий, размещенных в порядке возрастающей сложности.

...

На законченном изделии может остаться сизый налет, который легко удаляется салфеткой, смоченной растительным маслом. Когда оно немного впитается, излишек масла следует стереть сухой тряпкой. Тогда на поделке останется едва заметный глянец, а цвет бересты станет более насыщенным.

Салфетка

Вам потребуется

Берестяные лычки произвольной длины, берестяная лента, клей «Момент», кочедык, ножницы, ленторез, нож-резак, линейка.

Ход работы

1. Выполните основание 12 × 12 косым плетением, причем не обычным способом, показанным выше, а пропуская лычки сразу через две лычки (так называемым нанайским способом).

2. Заплетите лычки по изнаночной стороне, поддевая лычки кочедыком.
3. Из берестяной ленты сплетите косичку с зубчатым краем (вариант 5) необходимой длины и отделайте ею край салфетки (рис. 74), аккуратно приклеив.

Рис. 74. Салфетка

Салфетка со звездой

Вам потребуется
Берестяные лычки произвольной длины, берестяные полосы толщиной до 1 мм, шириной 10 мм, длиной 300 мм, клей «Момент», кочедык, ножницы, ленторез, нож-резак, линейка.
Ход работы 1. Сплетите основание 14 × 14 способом прямого плетения по схеме на рисунке 75.

Рис. 75. Схема плетения салфетки

При этом горизонтальные лычки пропускайте через две вертикальные и в каждом ряду смещайте переплетение на одну лычку вправо. В итоге на салфетке образуется рисунок, называемый «паркет».

2. Оформите изнаночную сторону салфетки.
3. Из берестяной полосы сплетите звезду Фребеля и декорируйте ею салфетку. Завершенное изделие показано на рисунке 76.

Рис. 76. Салфетка со звездой

Салфетка с букетом

Вам потребуется
Берестяные лычки толщиной 1–2 мм, шириной 10–15 мм, произвольной длины, три берестяные полосы толщиной до 1 мм, шириной 20 мм (от последнего параметра зависит размер цветка), длиной 250–350 мм, клей «Момент», кочедык, ножницы, ленторез, нож-резак, линейка.
Ход работы 1. Выполните основание 14 × 14 прямым плетением, образовав скошенные углы (рис. 77).

Рис. 77. Схема плетения скошенного угла

2. Из ленты сложите розу (размер соотносите с величиной салфетки и, если потребуется, увеличьте ширину ленты или уменьшите ее; чтобы не ошибиться в размере, сделайте пробный цветок из бумаги), действуя так, как показано на рисунке 78:

1) сложите полосу по диагонали;

2) повторите указанное действие еще 2 раза;

3) возьмите короткий конец в левую руку, правой рукой перегните ленту пополам от себя и пропустите вокруг основы. Это получился первый лепесток;

4) положите лепесток горизонтально;
5) фиксируя лепесток (он станет центром будущего цветка) правой рукой, начните вращать его против часовой стрелки, а левой рукой одновременно накручивать очередные лепестки, делая каждый последующий крупнее предыдущего. Приклейте оставшийся кончик, чтобы закрепить плетение, а из свободного конца вырежьте лепесток.

Рис. 78. Порядок выполнения берестяной розы

...

Второй берестяной слой не только уплотнит плетево, но и украсит изделие. За многовековую практику мастера изобрели немало декоративных приемов. Украшение смотрится более привлекательно при плетении лычками, отличающимися по цвету.

3. Изготовьте три цветка и декорируйте ими салфетку (рис. 79).

Рис. 79. Салфетка с букетом

Закладка

Вам потребуется
Четыре берестяные лычки толщиной 1–2 мм, шириной 10 мм, произвольной длины (как правило, длина заготовки в 2 раза превосходит длину готового изделия), полоска шириной 10 мм, длиной 100 мм, ножницы, ленторез, нож-резак, линейка.
Ход работы

1. Согните две берестяные полоски пополам, чтобы определить их середину, и переплетите перпендикулярно друг другу. При этом должен образоваться прямой угол, а одна половина первой лычки должна оказаться между половинами второй лычки.

2. Поверните заготовку так, чтобы лычки смотрели вверх и плетите по схеме плетенки (вариант 6) на рисунке 73.

3. При этом соблюдайте принцип образования прямого края при косом плетении, когда верхняя лычка загибается под прямым углом, а нижняя располагается поверх таким же образом. Обратите внимание на то, что обе половины каждой лычки постоянно обращены лицевыми сторонами наружу и располагаются одна над другой.

4. Поверните заготовку на другую сторону, чтобы повторить те же действия. Проследите, чтобы обе половинки одной лычки прошли между половинами второй лычки.

5. Продолжайте плетение, пока закладка не достигнет нужной длины. Постоянно контролируйте плотность изделия.

6. Для завершения работы обрежьте верхнюю половину одной из лычек, когда она выходит из-под перпендикулярно направленной к ней половины второй лычки, а нижнюю половину заведите поверх обрезанного конца в обратном направлении, протянув ее под той же половиной второй лычки. Повернув полученное изделие на другую сторону, замкните половины второй лычки. Чтобы зафиксировать плетение, пропустите свободные концы обеих лычек под несколькими квадратиками.
7. Из полоски шириной 10 мм, длиной 100 мм выполните трехгранную бусину и прикрепите ее к острому углу закладки, протянув свободный конец через несколько ячеек.

...

В северных местностях изделие из бересты кошель, который как ранец надевают на плечи, называется пестерем. Его особенно любят использовать рыбаки и грибники. Постепенно пестерь начинает повторять изгибы спины человека, что делает его ношение еще более удобным.

Браслет (вариант 1)

Вам потребуется

Две берестяные ленты толщиной 0,6 мм, шириной 8 мм, произвольной длины, ножницы, ленторез, нож-резак, линейка.

Ход работы

1. На конце второй ленточки сделайте петельку и обмотайте ее первой ленточкой (примерно на 1,5–2 оборота).

2. Свободный конец первой ленточки сложите вдвое петелькой и вставьте в петлю, образованную второй ленточкой, затяните ее, что одновременно закрепит и первую ленту.

3. Свободный конец второй берестяной ленточки аккуратно сложите петелькой, пропустите в петлю, образованную первой ленточкой, затем затяните.
4. Продолжите плетение браслета, чередуя вышеописанные действия, в результате которых браслет скрутится наподобие улитки. Благодаря этому готовое изделие (рис. 80) будет хорошо удерживаться на руке.

Рис. 80. Порядок плетения браслета

Браслет (вариант 2)

Вам потребуется
Берестяная полоса толщиной 2–3 мм, шириной 21 мм, длиной 500 мм (она должна 2,5 раза обернуться вокруг запястья), берестяная ленточка толщиной 1–2 мм, шириной 7 мм, произвольной длины, зажимы, ножницы, ленторез, нож-резак, линейка.
Ход работы

1. Из широкой берестяной полосы сформируйте кольцо, в которое свободно проходит рука. Наложите концы полосы один на другой, затем закрепите точку соединения при помощи зажима, чтобы она не смещалась.

2. Оставшийся свободный конец данной ленты надрежьте вдоль на три полоски одинаковой ширины (по желанию, их может быть больше или меньше).

3. Тонкую ленточку обмотайте вокруг кольца. Для контраста поверните ее изнаночной стороной. По внутренней стороне кольца эта отделочная ленточка ложится прямо, а снаружи – в виде шахматки, переплетаясь с тремя свободными концами (рис. 81).
4. По окончании плетения браслета протяните оставшийся кончик тонкой ленточки через несколько квадратиков для закрепления и обрежьте его ножницами.

Рис. 81. Порядок плетения браслета

Браслет (вариант 3)

Вам потребуется
Берестяная полоска толщиной 1–2 мм, шириной 10 мм, длиной 450 мм, берестяные ленточки шириной 0,5 мм, длиной 500 мм, ленточки шириной 0,3 мм, клей «Момент», ножницы, пинцет, зажим, ленторез, нож-резак, линейка.
Ход работы

1. Основной ленте длиной 450 мм придайте форму кольца, свернув ее 2 раза, зафиксируйте стык зажимом.

2. Ленточками шириной 0,5 мм обмотайте кольцо, следя за тем, чтобы витки ложились плотно, но не стягивали край изделия. Свободный конец аккуратно подклейте.

3. С помощью пинцета сквозь витки через один протяните узкую полоску и подклейте ее.

4. Оплетите ленточками шириной 0,3 мм, оставшиеся концы подклейте.

Браслет(вариант 4)

Вам потребуется
Двадцать ленточек толщиной 0,8–1 мм, шириной 15 мм, длиной 130 мм, ножницы, ленторез, нож-резак, линейка.

...

В берестяных изделиях можно хранить продукты: хлеб (не черствеет в течение недели), лавровый лист (он не ломается), мука (в ней не заводятся вредители). Этот материал с необыкновенными свойствами защищает продукты от посторонних запахов. Муку хранили в коробах двух видов: одни диаметром до 50 см и высотой до 20–25 см предназначались для просеивания муки; другие, диаметром 30–35 см и высотой до 40 см – для хранения сыпучего продукта.

Ход работы

При работе с берестой нередко остаются небольшие кусочки, из которых тоже можно изготовить нужную вещицу, например браслет.

1. Каждую ленточку дважды согните пополам, направляя их концы внутрь.

Последовательность сборки изделия (по желанию оно может иметь зубчатый или ровный край) представлена на рисунке 82.

Рис. 82. Порядок плетения браслета

2. Внешнюю сторону браслета украсьте тиснеными солярными знаками, обозначающими солнце, землю, дождь и др.

Очелье (вариант 1)

Вам потребуется
Две берестяные ленты толщиной 1–2 мм, шириной 8 мм, длиной примерно в 2 раза больше окружности головы, зажим, ножницы, ленторез, нож-резак, линейка.
Ход работы

1. Очелье выполните плетением из четырех полос, схема которого представлена на рисунке 71. Одну лычку положите лицевой стороной, вторую – изнаночной, что создаст на изделии несложный декор.
2. Начало и конец сплетите одинаковыми. Для удобства ношения приплетите по берестяной полоске, чтобы очелье можно было завязывать на затылке.

Очелье (вариант 2)

Вам потребуется

Две берестяные полосы толщиной 2–3 мм, шириной 20 мм, длиной, равной окружности головы, берестяные ленты толщиной 1–2 мм, шириной 10 мм, произвольной длины, зажимы, ножницы, ленторез, нож-резак, линейка.

Ход работы

1. Две ленты ободка сложите лицевыми сторонами наружу, зафиксировав зажимами или обычными канцелярскими скрепками, примерьте на голову, замкните в круг, чтобы определить их длину, и отметьте эти точки, после чего разомкните, чтобы не создавать трудности при плетении. Для оформления соединения лент ободка следует оставить концы, длина которых составляет, как минимум, четыре или шесть размеров отделочных ленточек. Закрепите начало плетения зажимом.

2. Одну ленточку обвязки (они более узкие) поместите между основными лентами, вторую – снаружи.
3. Зафиксируйте ленточки зажимом (это положение будет наблюдаться в процессе плетения и необходимо обращать на него внимание, учитывая то, что ленты будут регулярно меняться местами). Они тоже должны быть обращены лицевой стороной наружу.

...

Берестяные туеса – от маленькой солонки до огромных емкостей – были весьма распространены на Руси. Они имели большое культурное и обрядовое значение, например с ними шли к святым источникам.

4. Внешнюю ленточку загните внутрь, изменив ее ориентацию на 90°.

5. Внутреннюю ленточку заверните так же и положите поверх первой.

6. Обе ленточки еще раз поверните на 90° и положите их на внешнюю сторону основных лент, но в направлении, противоположном тому, в котором они находились сначала.

Первую ленточку наложите на вторую и пропустите между основными лентами.

7. Поверните изделие. Заметьте, что ленточки по-прежнему идут вместе лицевыми сторонами наружу. Зубчик, украсивший основные ленты, затяните и продолжите выполнять те же движения, пока не дойдете до отметки, обозначающей точку соединения лент ободка.

8. Наложите ленты ободка друг на друга, перемешав их, проконтролируйте, чтобы их концы не выступали, и продолжите плетение. Постоянно следите за плотностью изделия, поскольку от этого зависит, разомкнется ли очелье при ношении.

9. Особую сложность представляет стыковка дополнительных ленточек. Важно, чтобы расположение зубчиков не сбилось.

После стыковки все четыре ленточки (одна поверх другой) должны оказаться направленными в одну сторону, но одна из них будет лишней. Лучше такой парой назначить самую короткую. Обрежьте внутреннюю ленту, внешнюю вплетите между лентами ободка без образования зубчика, поверните ее в противоположную сторону, затяните и обрежьте.

10. Закончите плетение, образовав последний элемент оставшейся парой ленточек, после чего затяните их, вплетите между основными лентами и обрежьте.

11. Готовое изделие и последовательность его выполнения представлены на рисунке 83.

Рис. 83. Очелье (вариант 2): порядок плетения

При плетении ленточек может не хватить и придется их нарастить. Это нужно сделать на той стадии работы, когда заканчивающаяся ленточка проходит между основными. Обрежьте ее и вставьте над ней новую. Обязательно проследите за тем, чтобы концы обеих ленточек вышли наружу.

...

Для подготовки снастей к рыбалке берестой со специальным предохранительным кольцом обвивали камни, что в совокупности превращалось в грузило. Как правило, оно имело диаметр 15 см, но могло быть и меньше, что зависело от веса камней, величины невода. К верхней части сетей прикрепляли трубки, скрученные из бересты. Для них брали квадрат со стороной 8–10 см и сворачивали, получая примитивный поплавок. Входу были и берестяные веревки для тяги сети.

Очечник

Вам потребуется Берестяная лента толщиной 1–2 мм, шириной 10 мм, длиной 550–600 мм, берестяная лента толщиной 1–2 мм, шириной 10 мм, произвольной длины, кочедык, зажимы, ленторез, нож-резак, линейка.

Ход работы

1. Наберите основание 4 × 4, уплотните, зафиксируйте его зажимами и перегните по диагонали пополам.

2. По обоим краям полученного основания введите по две дополнительные лычки, согнутые пополам.

3. Крайние берестяные ленты по бокам перекрестите так, чтобы образовался угол, и продолжите плетение как обычно, пока стенки футляра не поднимутся на высоту одиннадцати квадратиков.

4. Край изделия выполните ровным, по две лычки по бокам перегните через перпендикулярные относительно них лычки и проплетите обратно по их же строке.

5. Выполните второй слой плетения, расширяя кочедыком отверстия для лычек.

6. Декорируйте полученный футляр для очков звездочками (см. рис. 52), выполненными из лычки контрастного цвета, расположенными по центру изделия.

Ножны

Вам потребуется
Пять берестяных лент шириной 15 мм, длиной 750 мм, десять берестяных лент шириной 15 мм длиной 250 мм, кочедык, ножницы, зажимы, ленторез, нож-резак, линейка.
Ход работы

1. Из материала такого размера можно изготовить футляр для ножа с лезвием длиной 120 мм и шириной 25 мм.

2. Согните пять лент пополам, переплетите для образования нижнего конца ножен.

3. С одной стороны введите одну ленту, с другой – две, уплотните плетево и закрепите его зажимами.

4. По два конца боковых лент, скрестив, положите одну на другую, чтобы образовался угол. Переплетая ленты, доведите высоту полотна до 7,5 клеток (такая высота соответствует длине лезвия) и сформируйте ровный край, выполняя оставшимися свободными концами второй слой.

5. К верхней части изделия приплетите добавочные ленты длиной 250 мм и, увеличив высоту ножен на 1,5–2 клетки, завершите ножны ровным краем.

6. Лицевую сторону изделия украсьте звездочками.

Коробочка с крышкой (куд)

Вам потребуется
Четыре берестяные ленты толщиной 2–3 мм, шириной 20 мм, длиной 470 мм, двадцать две ленты толщиной 1 мм, шириной 20 мм, длиной 280 мм, два деревянных круга толщиной 12 мм, диаметром 140 мм, два отрезка стальной проволоки диаметром 2 мм, длиной 470 мм, восемь березовых гвоздей длиной 14 мм, пластовая береста для изготовления декора, клей «Момент», зажимы, скотч, ножницы, ножницы с зубчатым режущим краем, кочедык, молоток, шило, ленторез, нож-резак, линейка.
Ход работы

Куд – это небольшого размера коробочка, предназначенная для хранения украшений.

1. Из восьми основных лент сверните кольца и сшейте их берестяными ленточками.
2. Поставьте вертикально два кольца на стол и переплетите их несколькими лентами длиной 280 мм (рис. 84), оставив концы одинаковой длины.

Рис. 84. Начало плетения коробочки

3. С обеих сторон поочередно установите еще по одному кольцу и переплетите их уже имеющимися и введенными новыми ленточками. Уплотните заготовку и скрепите ее зажимами.

4. Из стальной проволоки согните два кольца, стыки зафиксируйте скотчем. Их диаметр должен совпадать с диаметром берестяных колец.

5. Наденьте ободки на полученный цилиндр с обеих сторон.

6. Перегните свободные концы берестяных лент на внешнюю сторону и выполните второй слой сначала с одного конца, потом с другого, заправляя в строку встречные концы.

7. Один деревянный кружок будет донышком, которое установите в нижней части изделия на высоте 5 мм. Чтобы оно не выпадало, равномерно по окружности проколите восемь отверстий и вбейте в них деревянные гвозди.

8. Из пластовой бересты вырежьте две окружности: одну диаметром 140 мм, вторую диаметром 100 мм. Украсьте их по окружности зубчиками и наклейте на заготовку крышки, причем первый кружок положите изнаночной стороной, а второй – лицевой.
9. Сплетите трехгранную бусину и приклейте ее в центр крышки в качестве ручки. Готовое изделие представлено на рисунке 85.

Рис. 85. Коробочка с крышкой

Подстаканник

Вам потребуется
Двенадцать берестяных ленточек толщиной 2–3 мм, шириной 12 мм, длиной 650 мм, кочедык, ножницы, зажимы, ленторез, нож-резак, линейка.
Ход работы

Для подстаканника меньше всего подходят широкие ленточки. Чем уже они будут, тем плотность изделия окажется выше. Подстаканник можно выполнить как с применением шаблона, так и без. При использовании шаблона (деревянного цилиндра) изделию придается круглая форма. Чтобы ленты лучше огибали шаблон, их следует немного подержать в теплой воде. При плетении не стоит слишком сильно натягивать бересту, иначе невозможно будет снять подстаканник с шаблона после того, как ленточки высохнут.
Поскольку стаканы квадратной формы сейчас не редкость, попробуем обойтись без использования шаблона.

...

Для плетения подстаканника приготовьте узкие ленты, чтобы они плотно легли по форме изделия. Использовать вместо шаблона стакан не рекомендуется, поскольку он может разбиться и травмировать руки.

1. Сплетите основание 6 × 6, хорошо уплотните его и зафиксируйте углы при помощи зажимов.

2. Для квадратного дна подстаканника на каждой стороне основания найдите и поднимите по две средние ленточки, перегните их через поперечный край и образуйте углы, переплетя их. Закрепите их зажимами.

3. Продолжите плетение, добавляя к уголкам с каждой стороны по ленточке. При этом постоянно следите за плотностью изделия.

4. Постепенно удалите первые зажимы и доведите высоту стенок до четырех с половиной клеток, после чего можно приступать к оформлению края подстаканника, который может быть ровным или с зубчиками. В первом случае не требуется накладывать ободок. Найдите две пересекающиеся ленты, перегните по направлению к себе через поперечную: вторую через первую, потом первую – через вторую и протяните свободные концы через квадратики первого слоя. Продолжите выполнять зубчики с соседними парами лент, следя за тем, чтобы все зубчики оказались на одной высоте и чтобы они переплетались с ленточками рядом расположенных уголков, иначе стенки могут разъехаться.

5. Возьмите полоску такой же ширины, как для плетения, и повернув ее изнаночной стороной, декорируйте подстаканник по периметру звездочками, конвертиками и пр.

Солонка

Вам потребуется

Пятнадцать берестяных лент толщиной 1–2 мм, шириной 10 мм, длиной 400 мм, зажимы, ножницы, ленторез, нож-резак, линейка.

Ход работы 1. Выполните основание 4 × 4 и определите точки, в которых будут выплетаться углы (рис. 86).

Рис. 86. Основание для солонки

...

К мучному коробу обязательно прилагался совок длиной 18–22 см, без ручки. Его изготавливали из прямоугольного пласта бересты, который надрезали с одной из коротких сторон, заводили стороны друг на друга и фиксировали расщепленным прутиком.

Если вести отсчет от противоположных углов, то уголки изделия образуют первая и вторая ленты слева и справа. В результате получится основание, ширина которого равна одной клетке, а длина – трем.

2. Вводя в плетение углов боковые ленточки, выполните стенки высотой в четыре клетки.

3. На одном из концов напротив нижних углов на высоте трех клеток сформируйте еще два таких же угла.

4. Две пары встречных ленточек заправьте друг за друга, чтобы выполнить убавление.

5. Оставшимися восемью свободными концами, заплетая их вверх, образуйте горловину изделия высотой в одну клетку.

6. Второй слой начните плести от горлышка, введя дополнительные ленты.

7. Изготовьте пробку и прикрепите ее шнурком к солонке.

8. Украсьте изделие конвертиками (рис. 87).

Рис. 87. Солонка

Чехол для мобильного телефона

Вам потребуется
Берестяная лента толщиной 1–2 мм, шириной 12 мм, произвольной длины, клей «Момент», кочедык, зажимы, ножницы, ленторез, нож-резак, линейка.
Ход работы

1. Выполните основание 5 × 5, закрепите зажимами его углы.

2. Определите углы дна изделия, ширина которого должна составлять 4 × 1.

3. Выполните углы обычным способом и продолжите плетение до необходимой высоты, после чего перегните их и выполните второй слой.

4. Для декорирования приклейте одну крученую бусину с одной из сторон футляра. С другой стороны, отступив от края две клетки, вплетите добавочную ленточку, сделайте из нее петлю такой длины, чтобы ее можно было накинуть на пуговицу.

Ларец

Вам потребуется
По шестнадцать лент толщиной 1–2 мм, шириной 17 мм, длиной 500 и 350 мм, две жестяные оправы шириной 6 мм, длиной 450 мм, шаблоны для корпуса и крышки, ленточки для отделки шириной 17 мм, клей «Момент», ножницы, ленторез, кочедык, зажимы, линейка.
Ход работы

1. Выполните основание 8 × 8, разметьте донышко (в готовом виде это будет квадрат 110 × 110 мм), заплетите углы и доведите стенки до двух квадратиков.

2. Вставьте в полученное плетево шаблон и продолжите работу, постоянно уплотняя ленточки, пока высота стенок не увеличится до 140 мм.

3. Завершив плетение стенок ларца, установите на стенки оправу, согнутую из жести.

4. Перегните ленты на внешнюю сторону и оплетите изделие вторым слоем.

5. Для крышки также выполните основание 8 × 8, разметьте донышко, вставьте шаблон и сплетите стенки высотой в два квадратика, после чего наденьте на деталь оправу, перегните ленточки и выполните второй слой.

6. Украсьте боковые стенки ларца звездочками из бересты другого цвета, а крышку – звездой Фребеля.

Пестерь (короб)

Вам потребуется
Берестяная лента толщиной 2 мм, шириной 35 мм, длиной 2000 мм, ножницы, ленторез, кочедык, зажимы, линейка.
Ход работы

Оптимальный размер для такого кошеля – 3 × 5 × 9, т. е. боковые стороны должны иметь три квадратика, задняя и передние – по пять, высота – девять.

1. Выполните основание 8 × 8.

2. Заплетите углы, чтобы образовалось донышко три на пять клеток, для чего восьмую ленту проведите над шестой, под четвертой и над второй, прижмите к первой и закрепите зажимом; шестую ленту пропустите под восьмой, над десятой, под двенадцатой, над четырнадцатой, под шестнадцатой, прижмите к первой и закрепите зажимом. Получился левый верхний угол.

Точно так же закладывается правый верхний угол, но все манипуляции повторяются с лентами: седьмой, пятой, третьей и первой, потом с пятой, девятой, одиннадцатой и тринадцатой.

Подобным образом сформируйте нижние правый и левый углы.

3. Выплетайте стенки изделия, постоянно уплотняя ленты.

4. Передняя стенка имеет ровный край и должна быть немного ниже задней. Поэтому на высоте шести с половиной квадратиков перегните ленты на внешнюю сторону и продолжите выполнение второго слоя.

5. Заделайте края на боковых и задней стенках. Ленты, которые пересекаются с крайней поперечной лентой, перегибайте и плетите в обратном направлении. Боковые стенки должны быть одинаковыми по высоте. Ведите плетение до тех пор, пока на углу крышки не останутся две ленты. Заправьте их так: первую ленту пропустите под третьей, пятой и первой лентами; вторую ленту – под шестой, восьмой лентами и зафиксируйте под четвертой и восьмой лентами.

6. Оплетите пестерь снаружи.

7. Изделие имеет две лямки, под которые внизу задней стенки в точке пересечения лент проколите два отверстия. Внутрь пестеря по длине вставьте прутик диаметром 8 мм, к которому привяжите кожаные шнурки, расположив их напротив отверстий, концы выведите наружу. То же самое проделайте в верху задней стенки и проколите одно или два отверстия (одно, если лямки будут идти из одной точки, два – если из двух), выведя наружу кожаные шнурки.

8. Для лямок лучшим материалом будет кожа, но при ее отсутствии их можно выполнить и из бересты. Для этого возьмите ленту шириной 40 мм, длиной 1200 мм, сложите в четыре слоя, края обшейте берестяной ленточкой. В точках перегиба лямок вставьте деревянные пластины. К ним и привяжите лямки шнурками, выпущенными из пестеря.
9. Клапан пестеря с заостренным концом выполняет роль крышки. Для его фиксации вставьте в переплетение передней стенки деревянную пластину размером 100 × 28 × 4 мм. В ее середине выберите канавку шириной 35 мм, концы закруглите, а толщину нижней части срежьте на ус. Чтобы пластина легко прошла под переплетом, распарьте переднюю стенку горячей водой. При закрывании пестеря достаточно обмотать пластину шнурком, прикрепленным к углу клапана.

...

Распаренная береста становится очень пластичной. Это ее свойство использовали для берещения глиняной посуды. Треснувший горшок обтягивали лентами бересты, которые, высохнув, стягивали изделие.

Кашпо

Вам потребуется

Шестнадцать берестяных лент толщиной 2–3 мм, шириной 12 мм, длиной 700 мм, три ленты шириной 12 мм, длиной 300 мм, клей «Момент», ножницы, ленторез, кочедык, зажимы, линейка.

Ход работы

1. Отличительной особенностью поделки является то, что донышко и стенки выполнены в один слой, а мысочки – в два, что делает их более объемными и эффектными.

2. Донышко по диагонали имеет длину 110 мм, высота стенок до декоративного края – восемь или девять квадратиков.

3. Выполните основание 8 × 8, особенно тщательно уплотните его, что должно обеспечить устойчивость изделию.

4. После выполнения уголков обычным способом, доведите высоту стенок до необходимого уровня.

5. Верхний край отделайте двойными мысками (см. выше).
6. На стенках выполните несколько рядов конвертиков из бересты контрастного цвета (рис. 88).

Рис. 88. Кашпо

...

Из бересты когда-то плели ошейники для животных, на которые подвешивали колокольчики. По их звону можно было не только определить, где они находятся, но и по рисунку на ошейнике узнать, кому они принадлежат.

Корзинка с ножками

Вам потребуется

Двадцать восемь берестяных лент толщиной 1–2 мм, шириной 12 мм, длиной 400 мм, берестяная лента толщиной 1–2 мм, шириной 12 мм, произвольной длины, берестяная лента толщиной 1 мм, шириной 6 мм, произвольной длины и контрастного цвета, проволока диаметром 3,5 мм, произвольной длины, клей «Момент», ножницы, ленторез, кочедык, зажимы, скрепки, плоскогубцы, нитки, линейка.

Ход работы

1. Выполните основание 14 × 14. Чтобы дно изделия было прямоугольной формы, наметьте углы между пятой и шестой лентами на каждой стороне.

2. Сформируйте углы и заплетите промежутки между ними на высоту трех квадратиков.

3. Из проволоки согните прямоугольный ободок такого же размера, как донышко, перевяжите его концы нитками и наденьте на изделие.

4. Чтобы ободок не съезжал, отделайте край корзинки мысками сначала на углах, потом на сторонах. Свободные концы заправьте, лишнее обрежьте.

5. К нижним углам приплетите ножки.

6. Из проволоки согните ручку, как можно плотнее обмотайте ее лентой, концы которой зафиксируйте клеем. Прикрепите ручку к среднему мыску на противоположных сторонах корзинки. Из ленты шириной 12 мм вырежьте полосу длиной, равной длине ручки, концы заострите. Отступив от краев примерно по 50 мм, ровно посередине сделайте разрез.
7. Под местом прикрепления ручек проделайте такой величины отверстие, чтобы через него прошли сложенные вместе лента с разрезом и лента шириной 6 мм, причем последняя должна находиться поверх первой. Прижмите их кончики к ручке и временно зафиксируйте зажимом (рис. 89).

Рис. 89. Отделка ручки: 1, 4 – узкая лента; 2 – лента с разрезом; 3 – ручка; 5 – скрепка

8. Длинным концом узкой ленты сделайте несколько стежков, чтобы закрепить концы лент и ручку (рис. 90). То же самое повторите с другого конца ручки. 9. После этого подтяните узкую полоску и начните ее длинным концом оплетать ручку (рис. 91), перемещаясь с обоих концов навстречу друг другу. Когда свободные концы встретятся, один из них обрежьте, а второй заправьте под несколько квадратиков.

Рис. 90. Фиксация лент и ручки к корзинке

Рис. 91. Последовательность оплетение ручки

Готовое изделие представлено на рисунке 92.

Рис. 92. Корзинка с ножками

...

Если обычные фляги или бутылки оплести берестяными лентами, то они приобретут совершенно другой вид. Для этого используют косое плетение, которое особенно эффектно в сочетании со спиральным.

Корзинка с двумя ручками

Вам потребуется

Шестнадцать берестяных лент толщиной 1–2 мм, шириной 12 мм, длиной 450 мм, одна берестяная лента толщиной 1–2 мм, шириной 8 мм, длиной 400 мм, одна берестяная лента толщиной 1–2 мм, шириной 6 мм, длиной 100 мм, металлический ободок диаметром 115 мм с двумя ручками, клей «Момент», ножницы, ленторез, кочедык, зажимы, линейка.

Ход работы

1. Изготовьте полотно 8 × 8, закрепите углы зажимами.

2. Отметьте точки для формирования углов, выполните их и продолжите плетение косым способом, до высоты стенок в три квадратика.

3. Наденьте на изделие ободок таким образом, чтобы ручки оказались посередине стороны корзинки, между углами; перегните ленты по краю изделия на внешнюю сторону.

4. Обтяните ручки лентой (начало и конец оплетки закрепите клеем) шириной 8 мм, соедините их.

5. Оплетите каждую дужку одним мыском лентой шириной 8 мм, а по краю корзинки выполните по шесть мысков. Завершив один круг оформления края, начните плести второй слой.
6. Украсьте стенки корзинки звездочками из берестяной ленты контрастного цвета.

Корзинка из плетешек

Вам потребуется

Обрезки берестяных пластов и лент толщиной 1–2 мм, берестяная лента толщиной 1 мм, шириной 0,5 мм, произвольной длины, картон, клей «Момент», ножницы, шило.

Ход работы

При выполнении крупных изделий часто остаются кусочки, которые тоже можно пустить в дело, например сделать из них корзинку. Ее размер зависит от количества имеющегося материала.

1. Изготовьте основание. Если есть достаточной величины пласт бересты, вырежьте из него круг или овал нужного размера. При наличии небольших кусочков соберите из них пласт (его должно хватить на обе стороны днища корзинки). Сшейте их берестяной лентой, проколов шилом отверстия.

3. Из картона вырежьте круги или овалы. Поместите картон между берестой и, проколов шилом отверстия, сшейте их, чтобы получилось плотное дно.

4. Из полосок бересты разного цвета сплетите цепочки по схеме на рисунке 82 необходимой длины. На стенки корзинки могут потребоваться две или три плетешки. Кроме того, из них выполните и ручку. В процессе работы примеряйте плетево ко дну.

5. Приклейте к донышку стенки и ручку.

6. Сплетите две звезды Фребеля и замаскируйте ими места прикрепления ручки.

Вазочка на ножках

Вам потребуется
Двенадцать берестяных лент толщиной 1 мм, шириной 10 мм, длиной 400 мм, четыре ленты толщиной 1 мм, шириной 10 мм, длиной 150 мм, ленты контрастного цвета шириной 10 произвольной длины, металлический ободок диаметром 75 мм, клей «Момент», ножницы, ленторез, кочедык, зажимы, линейка, расклинивающий шаблон.
Ход работы

Небольшое изделие требует повышенного внимания и много времени, но оно того стоит.

1. Выполните основание 6 × 6, наметьте на нем углы между третьей и четвертой лычками с каждой стороны.
2. Поместите в центр изделия расклинивающий шаблон (рис. 93), с помощью которого можно придать стенкам выпуклую форму.

Рис. 93. Расклинивающий шаблон

3. Плетите стенки вазочки высотой в три квадратика.

4. Наденьте ободок. Его диаметр должен быть примерно на 10–15 мм меньше диаметра донышка. Поэтому стенки вазочки нужно слегка примять, чтобы придать им необходимую форму.

5. Загните ленты на внешнюю сторону и продолжите плетение, выполняя второй слой. При этом на каждом углу оставьте по два свободных конца.
6. Из незаплетенных концов и лент длиной 150 мм по углам вазочки сделайте ножки (рис. 94).

Рис. 94. Последовательность плетения ножек

7. Стенки вазочки (рис. 95) украсьте рожками.

Рис. 95. Вазочка на ножках

...

Посуду простой формы можно оплести широкими берестяными лентами. Если изделие имеет сложную форму, то нужно брать узкие ленты, причем чем уже полоски, тем плотнее ложится оплетка.

Блюдо с объемным краем

Вам потребуется

Тридцать шесть берестяных лент толщиной 2–3 мм, шириной 12 мм, длиной 500 мм, берестяная лента толщиной 1–2 мм, шириной 12 мм, произвольной длины, ножницы, ленторез, кочедык, зажимы, линейка.

Ход работы

1. Выполните основание 18 × 18, следя за тем, чтобы полотно получилось плотным, зафиксируйте его по углам.

2. Наметьте углы между девятой и десятой лентами и сформируйте их.

3. Сплетите стенки на высоту в два квадратика и отделайте ее объемными зубцами. Для этого приготовьте добавочную ленту, предварительно изогнув ее гармошкой (рис. 96).
Сделав два уголка, отогните ленты на себя, вставьте гармошку и оплетите ее лентами, по очереди направляя их вниз (рис. 97).

Рис. 96. Дополнительная лента-гармошка

Рис. 97. Введение добавочной ленты в плетево

Так же поступите со следующей парой лент и т. д. При введении добавочной ленты на внешней стороне изделия под бортиком или ниже его образуется ряд не привычных квадратиков, а прямоугольников. Надо следить за тем, чтобы наклон новых фигур был в одну сторону (разнобой изделие не украсит).

4. Продолжите плетение второго слоя.
Готовое изделие представлено на рисунке 98.

...

Орнамент, которым традиционно покрывали берестяные изделия, был не только украшением, но и передавал определенный смысл, связанный с деятельностью его создателей, с их представлением о мире.

Рис. 98. Блюдо с объемным краем

Блюдо на ножках

Вам потребуется
Тридцать две берестяные ленты толщиной 2 мм, шириной 12 мм, длиной 700 мм, металлический ободок диаметром 215 мм, берестяная лента толщиной 1 мм, шириной 12 мм произвольной длины, клей «Момент», ножницы, ленторез, кочедык, зажимы, линейка.
Ход работы

1. Выполните основание 16 × 16, разметьте дно, углы которого должны пройти между восьмой и девятой лентами. Расстояние между ними составляет примерно 230 мм.

2. Сплетите стенки на высоту двух квадратиков.

3. Металлический ободок обтяните лентой толщиной 1 мм, зафиксировав концы клеем.

4. Наденьте ободок на изделие и оформите край, чередуя острый и тупой мыски, после чего оплетите блюдо вторым слоем. Приплетите ножки.

Салфетница (вариант 1)

Вам потребуется
Двадцать берестяных лент толщиной 2 мм, шириной 12 мм, произвольной длины, берестяная лента толщиной 1 мм, шириной 10 мм, произвольной длины, контрастного цвета, клей «Момент», ножницы, ленторез, кочедык, зажимы, линейка.
Ход работы

1. Изготовьте основание 10 × 10 и продолжите формирование углов и стенок способом прямого плетения.

2. На высоте двух квадратов ленты на двух смежных сторонах перегните на внешнюю сторону и плетите второй слой.

3. На остальных сторонах продолжите прямое плетение с зубчатым краем по диагонали изделия. Оставшимися концами выполните второй слой.

4. Из ленты контрастного цвета сплетите звезду Фребеля и приклейте ее в центр треугольника.

Салфетница (вариант 2)

Вам потребуется
Восемнадцать берестяных лент толщиной 2 мм, шириной 12 мм, произвольной длины, ножницы, ленторез, зажимы, кочедык, линейка.
Ход работы

1. Изготовьте основание 9 × 9.

2. Наметьте на коврике углы, разместив их таким образом, чтобы получилось прямоугольное основание, далее продолжите плетение косым способом.

3. Отогните стенки вертикально и выполните стенки высотой в две клетки.

4. По боковым сторонам и по одной лицевой перегните ленты на внешнюю сторону и плетите второй слой.

5. На оставшейся стороне продолжите плетение.

6. Декорируйте готовое изделие звездочками.

Салфетница (вариант 3)

Вам потребуется
Двадцать берестяных лент толщиной 2 мм, шириной 12 мм, произвольной длины, ножницы, ленторез, зажимы, кочедык, линейка.
Ход работы

1. Изготовьте основание 10 × 10.

2. Наметьте на коврике углы, разместив их между пятой и шестой лентами на каждой из сторон, далее продолжите плетение косым способом.

3. Сформируйте углы и поднимите стенки на высоту трех квадратиков. Оставив по углам по три ленты с каждой стороны свободными, остальные загните на внешнюю сторону и продолжите плетение второго слоя.
4. На ребрах салфетницы выполните декоративные уголки по схеме (рис. 99). Свободные концы лент заправьте в соответствующие строки. Перегните уголки, чтобы обозначить ребро на них как продолжение ребра между стенками.

Рис: 99. Схема плетения декоративного уголка на ребре

Готовое изделие представлено на рисунке 100.

Рис. 100. Салфетница (вариант 2)

...

Народности, населявшие Сибирь, владели технологией изготовления берестяных лодок, которые по форме делились на амурский, ленский, приенисейский варианты.

Сумочка для плеера

Вам потребуется

Восемь берестяных лент толщиной 1–2 мм, шириной 12 мм, произвольной длины, тонкий кожаный шнурок длиной 1200 мм, две деревянные пуговицы, тонкая проволока, ножницы, ленторез, зажимы, кочедык, линейка, шило.

Ход работы

1. Выполните основание 4 × 4, уплотните коврик и закрепите его зажимами.

2. Наметьте расположение углов для плетения косым способом.

3. Сформируйте углы и продолжите плетение до необходимой высоты.

4. Из проволоки согните ободок, наденьте его на изделие и перекиньте через него ленты, после чего сплетите второй слой. Заправьте ленты, лишнее обрежьте.

5. С одной из сторон, которую будем считать задней, приплетите ленту такой же ширины, как на сумочке. Дойдя до края изделия, переплетите ленточку, закручивая ее вокруг собственной оси. Сделайте из нее петлю такой длины, чтобы она доставала до пуговицы на лицевой стороне изделия.

6. Изготовьте одну крученую бусину и приклейте ее на соответствующее место, накиньте на нее петлю.

7. С боков осторожно проделайте отверстия. В одно из них проденьте кожаный шнурок, соедините концы, завяжите из узелком и пропустите сквозь деревянную бусину. Другой конец прикрепите на другой стороне, надев вторую бусину и завязав под ней узелок.
Готовое изделие представлено на рисунке 101.

Рис. 101. Сумочка для плеера

Бусы (вариант 1)

Вам потребуется
Берестяные ленточки разного цвета толщиной 1 мм, шириной 10 мм, длиной 350 мм, кордовая нить, ножницы.
Ход работы

1. Изготовьте основание 2 × 2.

2. Наметьте и сформируйте уголки.

3. Сплетите боковые стенки высотой в один квадрат.
4. Постепенно убавьте все ленты. В результате вы получите заготовку для бус – кубик (рис. 102).

Рис. 102. Кубик

5. Выполните необходимое количество элементов.

6. Из обрезков бересты сплетите трехгранные бусины.

7. На кордовую нить нанижите, чередуя, кубики и трехгранные бусины.
Готовое изделие представлено на рисунке 103.

Рис. 103. Бусы (вариант 1)

Бусы (вариант 2)

Вам потребуется
Обрезки берестяных лент разного цвета длиной 80 мм, шириной 20 мм, подходящие по цвету стеклянные бусины, кордовая нить, ножницы, клей «Момент».
Ход работы

1. Из обрезков заготовьте необходимое количество крученых бусин.
2. Нанижите их на нить, чередуя со стеклянными бусинами.

...

Великоустюгская прорезная резьба отличается разнообразными геометрическими орнаментами. Особенно любим мотив, в котором розетка-цветок сочетается с причудливо изогнутыми стеблями и листьями аканта.

Бусы (вариант 3)

Вам потребуется

Обрезки берестяных ленточек разного цвета, круглые деревянные бусины, кордовая нить, ножницы.

Ход работы

1. Нарежьте кусочки бересты прямоугольниками длиной 60–70 мм, шириной 15–20 мм.

2. Опустите заготовки в горячую воду, чтобы они скрутились в рулончик.

3. Нанижите на нить вперемешку берестяные и деревянные бусины.

Бусы (вариант 4)

Вам потребуется
Обрезки разноцветной бересты, кожаный шнурок, две круглые деревянные бусины, ножницы.
Ход работы

1. Из кусочков бересты нарежьте произвольное количество кружочков разного диаметра (15 мм, 10 мм). Проделайте в них отверстия, чтобы сквозь них проходил тонкий шнурок.

2. Нанижите кружочки на шнурок, поместив самые крупные элементы в центр, потом с обеих сторон – кружочки меньшего размера. Завяжите шнурок узлом с каждой стороны, нанижите на него бусины и еще раз повторите узлы.

Бусы (вариант 5)

Вам потребуется
Одна берестяная лента толщиной 1 мм, шириной 10 мм, длиной 60–70 мм, остатки берестяных ленточек, тонкий шнурок, ножницы.
Ход работы

1. Из берестяной ленты сплетите две звезды Фребеля, склейте их плоскими сторонами, вложив между ними шнурок.

2. Из остатков берестяных лент выполните две четырехгранные бусины.

3. Нанижите на некотором расстоянии от звезды по одной бусине, закрепив их с обеих сторон узелками, чтобы они не сползали.

Серьги

Вам потребуется
Остатки берестяных лент толщиной 1 мм, шириной 0,2 мм, две швензы с карабинами, два металлических колечка диаметром 20 мм, два плоских металлических колечка диаметром 10 мм, ножницы, клей «Момент».
Ход работы

1. Все кольца обмотайте полосками бересты, закрепив начало и конец клеем.

2. По два колечка вденьте в карабин и защелкните.
Готовое изделие представлено на рисунке 104.

Рис. 104. Серьги

...

Удивительно, но в разных краях Земли бересту обрабатывали одинаковыми способами. Поэтому понятно, почему полотуха, изготовленная в Архангельске, напоминает Birch bark basket, сделанный на Аляске. Но совсем не вызывает удивления тот факт, что очень похожие предметы, изготовленные в разных регионах планеты, отличаются узором или орнаментом: у каждого народа свое миропонимание и свое лицо.

Цепочка

Вам потребуется

Остатки берестяной ленты толщиной 1 мм, шириной и длиной не более 30 мм; берестяная лента толщиной 1 мм, шириной 0,5 мм, произвольной длины, клей «Момент», ножницы, нож-резак.

Ход работы

1. Распарьте небольшие пластины бересты, опустив ее в теплую воду. После этого сверните их в трубочку, плотно скатав в руках, и просушите.

2. Каждую трубочку разрежьте на одинаковой толщины колечки.

3. Разверните колечко, наденьте его на другое, не разворачивая последнее. Повторяйте эти действия по нанизыванию звеньев до достижения цепочкой необходимой длины.

Кулон

Вам потребуется
Берестяная лента толщиной 1 мм, шириной 0,5 мм, длиной 100–150 мм, цепочка из бересты шириной 0,5 мм, шаблон овальной формы, поделочный камень овальной формы в тон бересте, клей «Момент», ножницы.
Ход работы

1. Берестяную ленту распарьте в теплой воде.

2. Ленту плотно накрутите на шаблон в три слоя, кончик закрепите клеем и оставьте до высыхания.

3. Сплетите фрагмент цепочки, равной длине окружности овала. Наклейте цепочку на овал.

4. Когда клей высохнет, разверните два звена на цепочке и проденьте их сквозь звенья на фрагменте.
5. Вклейте в овал камень (рис. 105).

Рис. 105. Кулон

...

Несмотря на то, что первые берестяные лодки не сохранились до наших дней, о них есть упоминания в таможенных книгах Московского государства XVII в. В них говорится о берещаных каюках.

Панно в этническом стиле

Вам потребуется

Шестнадцать берестяных лент толщиной 1 мм, шириной 12 мм, длиной 600 мм, четыре берестяные ленты толщиной 1 мм, шириной 12 мм, длиной 500 мм, двадцать лент толщиной 12 мм, шириной 10 мм, произвольной длины, нож-резак, ножницы, ленторез, кочедык, зажимы.

Ход работы

Изделие представляет собой коврик, на который прикреплена пара сувенирных лаптей, выполненных по схеме Ф. Ф. Трапезникова.

1. Изготовьте основание 7 × 7 из лент длиной 600 мм. Вплетите в него четыре лычки, закрепите по углам (рис. 106).

2. Слева в вертикальном направлении введите пятую лычку, оставив вверху конец длиной 150 мм; внизу в горизонтальном направлении вплетите шестую лычку и тоже оставьте конец длиной 150 мм.
3. Седьмую лычку согните пополам и вплетайте ее в горизонтальном направлении. Середина этой лычки должна быть в правом верхнем углу – это будет носок лаптя.

Рис. 106. Раскладка лычек: 1 – для левого лаптя; 2 – для правого лаптя

4. Уплотните плетево и закрепите углы зажимами.

5. Начните плести первый слой с носка лаптя. Правый конец седьмой лычки поставьте на ребро вдоль второй лычки и переплетите его с третьим, четвертым и шестым концами, зафиксируйте зажимом. Справа и слева должно получиться по три свободных конца, которые надо переплести между собой. В первую очередь переплетите вторую и третью лычки с левой стороны, затем четвертую и первую, пятую и шестую лычки и т. д.

6. В процессе плетения подтягивайте лычки, чтобы носок получился плотным. Закрепите уголок зажимом.

7. Седьмую лычку перегните, заплетите параллельно шестой лычке и зафиксируйте зажимом. То же самое сделайте со второй и первой лычками.

8. Другой конец седьмой лычки перегните вдоль пятой лычки, заплетите его, после чего переплетите третью и четвертую лычки и закрепите плетево зажимом. Так образовались боковые стенки и подошва лаптя.
Не забывайте постоянно следить за плотностью изделия и подтягивать лычки.

...

Берестяные изделия покрывались орнаментами. Например, в древнем Новгороде на изделиях встречаются символы плодородия (ромбы и квадраты), плетенка и др.

9. Восьмую лычку длиной 600 мм перегните пополам, поставьте ее строго по центру на ребро выше второго квадратика.

10. От средней линии по обе стороны лежат по два коротких свободных конца второй и шестой, третьей и пятой лычек. Вплетите их в обратном направлении в один квадратик. Отсюда начнется второй слой.

11. Концы восьмой лычки заплетайте в лапоть с обеих сторон – на подошве они должны перекреститься.

12. Сверху слева и справа введите девятую и десятую лычки длиной 500 мм, сохранив свободные концы длиной 80 мм, направленные на носок. Прикрепите их зажимами к четвертой и первой лычкам. Таким образом, со стороны пятки с обеих сторон имеются по семь свободных концов, со стороны носка через восьмую лычку перекинуты еще четыре лычки.

13. Чтобы сплести пятку, возьмите лапоть в руку носком влево, поверните восьмую лычку в сторону носка, вплетите и зафиксируйте зажимом. Далее вплетите десятую лычку. Так же поступите со вторым концом восьмой лычки, т. е. заплетите его, закрепите и вплетите девятую лычку. Образовавшимися свободными концами выполните пятку высотой в два квадратика и зафиксируйте ее зажимом. Аналогично сплетите второй лапоть.

14. Оформите прямой край изделия, загибая парные лычки, следя за тем, чтобы их темная сторона оказалась снаружи.

15. В зависимости от того, с левой или правой стороны открыта седьмая лычка, будет плестись правый или левый лапоть.

16. Для левого лаптя загибайте девятую и четвертую лычки, пропустив их концы по соответствующим строкам, т. е. девятую по четвертой, а четвертую по девятой. Они окажутся прижатыми восьмой лычкой. Далее загните шестую лычку и прижмите ее десятой, затем последовательно прижимайте седьмую лычку четвертой, вторую – третьей, первую – седьмой, девятую – пятой, восьмую – первой, десятую вплетите в корпус изделия. Прижимающие ленты пропустите под соответствующие поперечные.

17. Правый лапоть выполняется в зеркальном отражении. Начинайте загибать первую и десятую лычки, первую прижмите восьмой лычкой, протянув ее под поперечную лычку. После этого прижимайте пятую лычку шестой, седьмую – первой, третью – второй, четвертую – седьмой, десятую – шестой, восьмую – четвертой, девятую заправьте в корпус изделия.

18. Выровняйте кромку и выполните второй слой.

19. Последовательность действия по плетению лаптей показана на рисунке 107.

Рис. 107. Порядок плетения лаптей

Рис. 107 (окончание). Порядок плетения лаптей

20. Придайте лаптям необходимую форму, обозначьте подошву.

21. Вырежьте берестяную ленту 5 × 450 мм, проденьте ее сквозь задники лаптей, прикрепите к панно.
22. Для панно (рис. 108) изготовьте основание 10 × 10. В одном из уголков предусмотрите петлю.

...

Берестой можно оплетать бутылки, фляжки и другие емкости. При наличии у предмета расширения нужно вводить дополнительные ленты, а при сужении выполнять убавление.

Рис. 108. Панно в этническом стиле

Сшивные изделия

Наверное, самыми популярными сшивными изделиями из пластовой бересты будут туеса (второе название – «бурак»), которые представляют собой емкость, конструкция которой отличается одновременно простотой и мудростью. Такие сосуды до сих пор изготавливают мастера Русского Севера, Урала и Сибири. Им хорошо известно, что соль, насыпанная в туесок, не отсыреет, впитав влагу из воздуха; что грибы и огурцы, посоленные в туесе, не только не испортятся, но и приобретут своеобразный приятный запах, который обычно могут придавать соленью пряности; что молоко не прокиснет, чай не остынет, а холодная вода не согреется.

Народом давно подмечено, что березовый сок даже в самый жаркий день остается прохладным и что это происходит благодаря бересте, имеющей особое, многослойное строение, поверхностный белый цвет которого отражает солнечные лучи.

Вот и туес устроен как термос. У него есть наружная и внутренняя стенки, между которыми остается тонкая воздушная прослойка (как известно, воздух – прекрасный изолятор).

Поскольку задачи у внутренней и наружной стенок различные, то и изготавливаются они по-разному. Внутренняя стенка не должна иметь ни одной трещины, иначе она не сможет удерживать налитую жидкость. Поэтому и выполняется она из сколотня.

Наружная же стенка должна украсить туес (по этой причине ее называют рубашкой), поэтому нередко она декорирована прорезной резьбой, росписью, плетением. Для нее нужна пластовая береста.

...

Зачем нужны туеса, ведь можно использовать и стеклянную посуду? Они незаменимы для специй, чая, который не должен стоять на свету; лекарственные растения в них тоже лучше сохраняют свои полезные свойства. Да и просто: берестяные туеса – это красиво.

Туеса могут быть как размером со стакан, так и быть рассчитанными на несколько ведер. Но принцип их изготовления не меняется. Форму и объем туесу задает сколотень (мы не будем настаивать на том, чтобы вы непременно соблюдали указанные размеры, вы можете выбрать их по своему усмотрению). От него же зависят добротность и долговечность изделия. Способы соединения пластовой бересты и декор придают изделию красоту.

Есть несколько способов изготовления туесов.

1. Первый способ заключается в том, что туес выполняется из сколотня, т. е. внутренняя часть не имеет швов, и наружного слоя из пласта бересты, края которого соединяются в замок. Сколотень должен быть одинаковым по высоте по всей окружности и не иметь никаких дефектов. Между внутренним и наружным слоями для особо крупных изделий помещается картонная прокладка. Перед работой пластовую бересту (она обязательно должна быть высококачественной) следует очистить от наплывов, остатков коры и иного, наметить линию, по которой пройдет замковое соединение.

Прежде чем скреплять края наружного слоя, желательно потренироваться на кусочках бересты, выполняя разные типы замкового соединения. Очень удобно работать по трафарету. Вычертите его на листке бумаги в клеточку, положив его по горизонтали. Разметку начните с нижнего левого угла, отступив 25 мм слева и 5 мм снизу. Начертите основание равнобедренного треугольника (его вершина должна быть направлена вправо) длиной 10 мм и высотой 15 мм, отступите 10 мм и начертите следующий треугольник и т. д.

С правой стороны листа отступите от нижней кромки листа на 15 мм, от правого – на 25 мм, после чего начертите ряд аналогичных треугольников, причем острый угол должен смотреть влево.

Наложите трафарет на пласт бересты, совместив основания треугольников с линией разметки. Шилом наколите точки в уголках треугольников и вырежьте их острым ножом. То же самое повторите на другом краю бересты, здесь же выполните продольные разрезы – шипы креплении. Чтобы вставить шип, сложите его полукругом и протяните сквозь треугольник на другом краю. Шип должен оказаться с внутренней стороны пласта.

При необходимости вставить картон, следует учесть несколько моментов:

1) прокладка должна совпадать с наружной обшивкой по ширине, но края ее должны соединяться встык;

2) при помещении прокладки внутрь соединенной в замок обшивки следите за тем, чтобы стык и шов на обоих слоях не совпали.

Соединив обшивку и вставив в нее картонную прокладку, наденьте их на сколотень, причем расстояние от верхней его кромки до обшивки должно быть меньше, чем от нижней.

Оба края сколотня по очереди распарьте и отверните на внешнюю сторону (такое изделие называется туесом с выворотом сколотня). Выпилите донышко и вставьте его в сколотень. Выпилите соответствующего размера крышку и снабдите ее ручкой.

2. Второй способ изготовления туеса отличается от первого только тем, что внутренняя и наружная части скреплены замковым соединением, причем при сборке швы не должны совпасть. Такая емкость предназначается для сыпучих продуктов.

3. Третий способ состоит в том, что внутренний цилиндр, стенки которого находят друг на друга на 10–15 мм, склеен водостойким клеем. В остальном последовательность действий совпадает с описанной в пункте 1.

...

Прорезная резьба на бересте варьируется от примитивной до высокохудожественной, тонкой и изящной. Покрытые ею обычные предметы (закладка, очечник и др.) сразу приобретают другое звучание.

Туес (вариант 1)

Вам потребуется

Сколотень диаметром 100 мм, высотой 200 мм, пластовая береста толщиной 1–2 мм, длиной 400 мм, шириной 170 мм, длиной 400 мм, шириной 60 мм, берестяная лента толщиной 1 мм, шириной 10 мм, еловая или сосновая дощечка толщиной 12 мм, прут из можжевельника, ивы или черемухи, бечевка, нож-резак, электродрель, стамеска, пробойник, киянка, молоток, деревянный шаблон, чеканы, лобзик, циркуль.

Ход работы Детали представлены на рисунке 109.

Рис. 109. Детали туеса: 1) сколотень; 2) рубашка; 3) пояс; 4) дно; 5) крышка; 6) отверстия под швы

1. Подготовьте сколотень, т. е. очистите его утолщений, наростов, соринок.

2. По характеру его конусности установите верх и низ заготовки. Более узкая часть будет верхом изделия.

3. Из пласта бересты большего размера (полоски на ней должны идти поперек пласта) изготовьте рубашку. Для этого плотно обхватите заготовленным пластом сколотень, края наложите друг на друга, чтобы разметить место шва. Обязательно запомните или пометьте карандашом верх и низ рубашки. Стамеской или пробойником проделайте отверстия с шагом 12–15 мм.

Украсьте ее тисненым рисунком или прорезной резьбой по описанной выше технологии. Предлагаем несколько примерных, довольно простых образцов (рис. 110) для прорезного и тисненого узора, идущего в виде центральной полосы или покрывающего все изделие.

Есть и другие варианты: можно ограничиться и естественным видом бересты и отказаться от оформления рубашки или выполнить на ней роспись (последний вид декора наносится на уже готовое изделие).
Наложите концы рубашки друг на друга и сшейте берестяной лентой, отступив от края рубашки 15 мм. Концы ленты обязательно должны оказаться внутри полученного цилиндра. Шов уплотните, для чего можно легко постучать по нему киянкой.

...

Для плетения пестерей, лаптей обычно используют внутренние слои бересты. Такие же предметы, как различные футляры, подстаканники, можно выполнять из наружного слоя.

Рис. 110. Декор для туеса: 1) тисненый; 2) прорезной

4. Наденьте рубашку на сколотень таким образом, чтобы вверху он выступал на 30 мм. Если в разметке вы не ошиблись, рубашка плотно обхватит цилиндр.

5. Из второго пласта бересты таким же способом сшейте пояс, наденьте его на сколотень, сместив шов пояса относительно шва рубашки на четверть окружности.

6. Из еловой или сосновой дощечки, начертив циркулем окружность, выпилите дно, диаметр которого должен быть примерно на 2–3 мм больше диаметра сколотил в нижней части.
7. Из того же материала изготовьте и крышку для туеса, диаметр которой должен совпадать с диаметром сколотня в верхней части. Наметьте на ней два отверстия под ручку и просверлите их. Временно пропустите сквозь них бечевку и завяжите ее. Придайте кромкам чуть коническую форму.

...

Прорезной резьбой по бересте особенно прославились мастера Великого Устюга и его окрестностей. Эффект их изделий строился на контрасте цветного (из фольги) фона и ажурного узора.

8. Опустите верхнюю часть сколотня в горячую воду и подержите в ней, чтобы материал распарился. Когда он станет мягким, выверните его так, чтобы он нашел на рубашку и плотно обхватил ее. Рукой разгладьте кромку.

9. Вставьте крышку в сколотень (она должна войти с некоторым усилием), потяните за бечевку, и покатайте верхний край туеса по столу, чтобы придать ему необходимую форму. Когда туес просохнет, извлеките крышку, тщательно ее обработайте и прикрепите к ней ручку.

Ее форма зависит от того, для чего предназначается туес. Если вы предполагаете хранить в нем сыпучие продукты, то можно просто либо выточить на токарном станке, либо вырезать деревянный тычок (рис. 111), просверлить под него отверстие в крышке, вставить его и заклинить.

Рис. 111. Деревянная ручка-тычок

Если в туесе продукты будут переноситься, то следует сделать ручку-дужку, для которой лучше всего взять (как особенно ароматный и прочный) можжевеловый прут. Необходимую форму ему придаст шаблон, вырезанный из бруска. Делается это следующим образом:

1) у прута срежьте часть толщины, соответствующей по длине величине шаблона;

2) поместите прут в горячую воду и распарьте его (на это может уйти как несколько часов, так и несколько дней – все определяется длительностью хранения материала, его толщиной и процентом усушки; если прут только что срезан, то эту процедуру можно опустить);
3) наложите прут на шаблон, аккуратно согните и стяните всю конструкцию бечевкой (рис. 112);

Рис. 112. Фиксация прута к шаблону: 1 – шаблон; 2 – прут; 3 – бечевка

4) концам просушенной ручки придайте форму призмы, срезав немного древесины с четырех сторон;

5) приложите ручку к крышке, обведите концы и выполните стамеской отверстия, причем ножки и клин должны располагаться поперек волокон крышки (это не позволит ей коробиться, особенно в случаях, когда в емкость будут заливать жидкость);
6) вставьте концы ручки в отверстия и расклиньте их (рис. 113).

Рис. 113. Соединение ручки с крышкой: 1 – ручка; 2 – крышка; 3 – клинья

10. Нижнюю часть туеса погрузите в горячую воду. Когда она станет мягкой, вставьте донышко. Просохнув, туес обхватит его и станет водонепроницаемым. При этом действуйте так:

1) приложите дно к внутренней части туеса;

2) удерживая его правой рукой, постепенно установите его на соответствующее место (отступив от нижней кромки несколько миллиметров);

3) одновременно левой рукой, находящейся внутри цилиндра, натягивайте сколотень на дно;

4) в процессе работы следите за тем, чтобы сколотень не сморщился.
В готовом виде изделие показано на рисунке 114.

Рис. 114. Туес (вариант 1)

Остается только провести испытание: налейте в туес воду и плотно закройте его крышкой, после чего можете переворачивать изделие, трясти и делать другие движения. Если из туеса не вытекло ни капли, значит, при его изготовлении вы не допустили ни одной ошибки. Объяснение таково: сила трения и давление воздуха прочно удерживают крышку и не позволяют ей смещаться. Это одна из причин того, что, не зная секрета, сразу не удастся открыть туес.

...

Научитесь правильно открывать туес. Дело в том, что крышка должна очень плотно подходить к емкости, иначе невозможно будет за ручку носить сосуд. Поэтому не тяните за нее крышку, а просто надавите на ее край – она встанет на ребро и без труда вынется.

Туес (вариант 2)

Вам потребуется

Сколотень диаметром 100 мм, высотой 200 мм, пластовая береста толщиной 1–2 мм, длиной 400 мм, шириной 170 мм, длиной 450–470 мм, шириной 60 мм, длиной 450 мм, шириной 150 мм, берестяная лента толщиной 1–2 мм, шириной 10 и 20 мм, длиной 460–480 мм, еловая или сосновая дощечка толщиной 12 мм, прут из можжевельника, ивы или черемухи, бечевка, расщепленный корень для обтачки, нож-резак, электродрель, стамеска, пробойник, киянка, молоток, деревянный шаблон, чеканы, лобзик, прорезная доска или кусок линолеума, шило, ножницы с зубчатым режущим краем, карандаш, линейка, циркуль.

Ход работы

От предыдущего изделия данное отличается тем, что имеет два пояса, которые вместе с рубашкой соединяются в замок, и другой декор. Поэтому повторять описание подготовки сколотня, изготовления донышка и крышки мы не будем и остановимся только на тех моментах, которые не были представлены выше.

1. Заготавливая берестяную пластину и предполагая замковое соединение рубашки и поясов, увеличьте их длину, если размер вашей поделки будет отличаться от описываемой, причем пояса должны быть длиннее рубашки, потому что они должны будут охватить не только сколотень, но и ее. При этом желательно, чтобы цвет последней гармонировал с окраской поясов.

2. Нижний пояс должен быть на 10–15 мм шире верхнего. Благодаря такой конструкции, устойчивость и прочность изделия в местах крепления дна и установки крышки повысятся.

3. После того как сколотень будет подготовлен, пояса и рубашка примерены, приступайте к их декорированию. Предлагаем простой, но достаточно эффектный способ украсить поделку. Пояса будут хорошо смотреться, если с одной стороны с помощью ножниц выполнить на них зубчики (на изделии они должны быть обращены навстречу друг другу).
Пласт длиной 400 мм, шириной 170 мм разметьте так, как показано на рисунке 115 и, положив на доску или линолеум, прорежьте на ней горизонтальные полосы шириной 10 мм, не доходя сверху и снизу по 20 мм, а по краям – до припуска для замкового соединения.

Рис. 115. Разметка рубашки

Бересту длиной 450 мм, шириной 150 мм разрежьте на полоски шириной 10 мм и переплетите с полосками на рубашке, т. е. в результате должно получиться прямое плетение. При наличии достаточного опыта плетение можно выполнить непосредственно после того, как рубашка надета на сколотень. 4. Примерьте рубашку к сколотню и, убедившись, что она сидит плотно, приступайте к выполнению замкового соединения. Чтобы в готовом виде замковое соединение хорошо прилегало к цилиндру и рубашка не выделялась своей толщиной, оба края с ее внутренней стороны срежьте на ус (под углом 45°). Разметьте под соединение точки, вырежьте на одной стороне отверстия, а на другой – пластины. Выше мы уже представляли отдельные виды замкового соединения, предлагаем и некоторые другие (рис. 116), возможно, они понравятся вам больше.

Рис. 116. Дополнительные виды замкового соединения: 1 – контуры краев; 2 – вид в сборе

5. Наденьте на туес рубашку, потом пояса. 6. Верхнюю кромку туеса обшейте корнем, предварительно проделав отверстия шилом в соответствии с одним из способов, представленных на рисунке 117.

Рис. 117. Способы оформления края берестяного изделия

...

Некоторые мастера ручки и лямки врезают в изделие. Но гораздо лучше их вплетать. Для этого подходит черемуховый или ивовый прут, которые надо расщепить, очистить от древесины, установить и оплести.

При этом важно не допустить образования трещин на туесе, поэтому распарьте его верхний край, а потом прокалывайте отверстия шилом и прошивайте по окружности слева направо, притягивая отделку к стенке сколотня. Закончив работу, слегка обстучите край, пока он еще не просох. Это необходимо для того, чтобы сплотить пласты бересты и обеспечить их равномерное прилегание друг к другу.

При изготовлении большого по объему туеса его верхнюю кромку следует дополнительно укрепить. Для этого при прошивании края с внутренней или внешней стороны (в первом случае необходимо скорректировать диаметр крышки, поэтому решение об усилении должно быть принято сразу) приложите расщепленный ивовый прут. Кроме того, в таких случаях усиливают и стенки изделия с помощью наложенной в два слоя рубашки или прокладки из картона. Поскольку длины пласта может не хватить, отдельные куски надо скрепить замковым соединением.

И последнее: не всегда для объемного туеса можно найти подходящего диаметра дерево. Но это не препятствие – надо вместо сколотня использовать сшивной цилиндр (хотя вряд ли в нем можно будет переносить или держать жидкости).

7. Вставьте донышко.

8. Изготовьте крышку.

9. Законченное изделие показано на рисунке 118.

...

Если при плетении приходится наращивать ленты, то старайтесь эти места разнести подальше друг от друга, чтобы не снизить прочность изделия.

Рис. 118. Туес (вариант 2)

Корзинка

Вам потребуется
Два берестяных пласта толщиной 1–2 мм, длиной 170 мм, шириной 100 мм, берестяная полоса длиной 420 мм, шириной 60 мм, две берестяные полосы для ручки длиной 280 мм, шириной 30 мм, берестяные ленты: длиной 440 мм, шириной 15 мм (две штуки), длиной 420 мм, шириной 9 мм, длиной 390 мм, шириной 12 мм, проволока диаметром 0,8 мм, картон толщиной 2–3 мм, обрезки бересты для отделки, клей «Момент», кордовая нить, нож-резак, металлические скобки, шило, чеканы, ножницы с зубчатым режущим краем, прорезная доска или кусок линолеума, карандаш, копировальная бумага.
Ход работы

1. Изготовьте небольшую эллипсообразную корзинку, в которую можно положить конфеты, печенье и т. п. Материал для нее подберите высокого качества, особенно на те детали, которые окажутся на виду. Если на них будет налет, снимите его наждачной шкуркой с мелким зерном.

2. С концов полосы длиной 420 мм, шириной 60 мм, из которой сделана боковая стенка корзинки, снимите часть слоя, чтобы при соединении толщина изделия не изменилась.
Прежде чем вы соедините их, отделайте внешнюю сторону тиснением (рис. 119). Для этого воспользуйтесь предложенным узором или придумайте свой.

Рис. 119. Тиснение на внешней стороне боковой стенки

Наложите их друг на друга, смазав одну из сторон клеем. Для усиления соединения вверху и внизу проколите шилом по два отверстия, вставьте металлические скобки длиной 10 мм, изготовленные из проволоки, и аккуратно загните их с внутренней стороны. 3. Из картона вырежьте дно-эллипс. По нему же вырежьте две заготовки из бересты, которые надо будет обклеить картоном. Но предварительно ту сторону, которая окажется внутри корзинки, украсьте прорезной резьбой (рис. 120) по описанной выше технологии.

Рис. 120. Узор для прорезной резьбы на дне изделия

...

При плетении пестеря подбирайте берестяные ленты по цвету, направляя в одну сторону светлые, а в другую темные. Благодаря этому, снаружи пестерь будет покрыт шахматным узором. Если чередовать ленты, то пестерь будет в полоску.

4. Обклейте картонное дно с обеих сторон, а после того как клей высохнет, снимите с бересты, находящейся на наружной стороне, фаску под углом 45°. Смажьте боковую грань донышка клеем и аккуратно вставьте его в цилиндр, образованный боковой стенкой.

5. Одну из двух берестяных полос длиной 280 мм, шириной 30 мм, предназначенных для ручки, сложите вдоль пополам, чтобы стык оказался посередине (чтобы зафиксировать их в таком положении, в нескольких местах нанесите по капле клея). Вторую полосу украсьте зубчиками, вырезав их ножницами с зубчатым режущим краем. Склейте обе ручки таким образом, чтобы первая полоса оказалась сверху, а полоса с зубчиками – снизу. Прикрепите ручку к боковой стенке корзинки с помощью скоб.

6. С одной стороны лент длиной 440 мм, шириной 15 мм выполните зубчики, приклейте полосы на боковую сторону корзинки сверху и снизу, ориентируя зубчики навстречу друг другу. Это придаст изделию необходимую жесткость и замаскирует места прикрепления ручки.

7. Ленту длиной 390 мм, шириной 12 мм приклейте к боковой стенке корзинки с внутренней стороны, шилом проделайте отверстия и обшейте край кордовой нитью.

8. Лентой длиной 420 мм, шириной 9 мм дополнительно зафиксируйте дно изделия, приклеив его по низу.

9. Из кусочков бересты выполните две трехгранные бусины (см. выше) и приклейте их в точках соединения ручки корзинки с ее стенкой.

10. Законченное изделие представлено на рисунке 121.

Рис. 121. Корзинка

Подстаканник с ручкой

Вам потребуется
Сколотень диаметром 70 мм, берестяной пласт длиной 250 мм шириной 50 мм, 22 берестяные ленты толщиной 1–2 мм, шириной 12 мм, длиной 250 мм, три берестяные ленты толщиной 1–2 мм, шириной 12 мм, длиной 50 мм, берестяная лента толщиной 1–2 мм, шириной 0,5 мм, произвольной длины, берестяная лента толщиной 2–3 мм, шириной 25 мм, длиной 300 мм, деревянные гвоздики, квадратные берестяные пластины со стороной 75 мм, клей «Момент», нож-резак, молоток, зажимы, ножницы с зубчатым режущим краем, шило.

...

Имеет отличительные особенности узор, выполняемый мастерами из Сибири (Якутии, Томска). На него оказало влияние искусство обработки кожи и меха, практикуемой здесь. Узор на бересте похож на аппликацию, но выполнен способом выскабливания фона.

Ход работы

1. При отсутствии сколотня его может заменить цилиндр, сшитый из берестяного пласта.

2. Из берестяных лент прямым способом плетения выполните основание 22 × 3, уплотните и зафиксируйте зажимами.

3. Из берестяного пласта вырежьте две полоски по 25 мм шириной, с одной стороны отделайте край уголками. Выкроите замковое соединение.

4. Разметьте сколотень, по центру положите плетеную полосу. Чтобы она не сдвинулась, воспользуйтесь небольшим количеством клея.

5. По обе стороны от плетенки положите соединенные в замок пояски, причем зубчатые края их должны быть обращены друг к другу.

6. Изготовьте донышко так же, как для короба (см. выше), наденьте его на сколотень.

7. Сшейте сколотень с поясками с помощью берестяной ленты, проколов отверстия шилом. Стежки кладите вплотную, чередуя короткие и длинные, чтобы получилась своеобразная лесенка.

8. Ленту длиной 150 мм перегните поперек пополам, отделайте края зубчиками и склейте. Придайте ей форму ручки и приклейте к изделию. Дополнительно закрепите соединение гвоздиками.

Подставка под горячее

Вам потребуется

Два квадратных берестяных пласта толщиной 2 мм, размером 220 × 220 мм, двадцать шесть берестяных полос толщиной 1 мм, шириной 10 мм, произвольной длины, клей «Момент», ножницы, зажимы, ножницы с зубчатым режущим краем, циркуль.

Ход работы

1. Изготовьте основание 13 × 13, причем при плетении чередуйте ленты разного цвета, чтобы образовался шахматный узор.

2. В центре одного квадрата вычертите циркулем окружность радиусом 50 мм и вырежьте ее. Края окружности и пластов отделайте зубчиками.

3. На стол положите квадратное полотно лицевой стороной вниз, смажьте клеем, в центр поместите плетенку, повернув ее на 90°, последнюю накройте квадратом с отверстием посередине. Для полного высыхания клея держите изделие под прессом. При желании можно выполнить комплект, прибавив к большой подставке шесть размером поменьше.

Карандашница

Вам потребуется
Сколотень диаметром 80 мм, высотой 100 мм, берестяной пласт шириной 80 мм, длиной 252 мм, шириной 90 мм, длиной 180 мм, цветная фольга: клей «Момент»: ножницы с зубчатым режущим краем, нож-резак, нож-косяк, стамески, подрезная доска.
Ход работы

1. Подготовленный сколотень обклейте цветной фольгой.
2. На берестяном пласте длиной 252 мм выполните узор в технике прорезной резьбы (рис. 122).

Рис. 122. Фрагмент узора для прорезной резьбы

3. Рубашку, украшенную резьбой, аккуратно наклейте на фольгу.

4. Из пласта длиной 180 мм и фольги вырезать два квадрата со сторонами 90 мм и еще один квадрат со сторонами 85 мм. Украсьте края квадратов зубчиками и склейте их в такой последовательности: берестяной квадрат положите лицевой стороной вниз, на него фольгу и второй квадрат.
5. Приклейте карандашницу (рис. 123) к донышку.

Рис. 123. Карандашница

...

Бересту можно использовать, например, для изготовления оригинальной открытки в виде свитка. Напишете послание гелевой ручкой, сверните полоску рулоном и перевяжите шнурком, сплетенным из тонких берестяных полос.

Поделки из берестяного пласта

Из пластовой бересты изготавливали различные предметы, например коробки (чуманы, рубуши), черпаки (берестянки), полотухи. Коробки были достаточно просты. Для них брали один пласт, сгибали и фиксировали прутиком, иногда прикрепляли ручку. Поэтому их нередко делали непосредственно в лесу, когда в них возникала необходимость.

В отличие от коробок полотуха – изделие более сложное (напоминала современный поднос), которое выполняли из нескольких берестяных пластов. Материал прошивали расщепленным сосновым корнем или полоской бересты. Полотухи предназначались для временного хранения или сбора продуктов.

Нередко у лесных родников можно было увидеть берестянку (о черпачке мы уже говорили) – ковшик в виде свернутого в воронку пласта бересты. Края изделия скрепляли расщепленным прутиком, который одновременно служил и ручкой, чтобы было удобно зачерпывать воду.

Для цельнопластовых изделий надо подбирать бересту, которая не расслаивается, отличается эластичностью и покрыта небольшим количеством чечевичек.

Стельки

Вам потребуется

Пластовая береста, тонкая берестяная лента, ножницы, шило, пинцет или тащунчик, карандаш.

Ход работы

Для домашней или зимней обуви из бересты можно выполнить стельки. Они мягки, гигиеничны и удобны в использовании.

1. Чтобы не ошибиться в изготовлении стелек, сделайте выкройку, обведя карандашом ногу, поставленную на лист бумаги. Отступив от контура 2–3 мм, проведите вторую линию и вырежьте выкройку.

2. Сложите берестяной пласт вдвое (чечевички должны быть расположены продольно), наложите на него выкройку, обведите и вырежьте. Вторую стельку выполните зеркально.

3. Проколите шилом отверстия вдоль внешней границы стельки и сшейте заготовки берестяной лентой.

Игольница

Вам потребуется
Берестяной пласт толщиной 3 мм, шириной 120 мм, длиной 290 мм, обрезки бересты разного цвета, поролон, клей «Момент», ножницы, пробойник, ножницы с зубчатым краем.
Ход работы

1. Длинную сторону берестяного пласта украсьте зубчиками, сверните пласт в виде кулька, склейте его и проделайте отверстие для подвешивания в верхнем уголке.

2. Сверните поролон в виде шарика, смажьте низ клеем и аккуратно, чтобы не испачкать бересту, вложите в игольницу.

3. Из полосок бересты изготовьте звезду Фребеля и прикрепите ее к игольнице.
Для сбора ягод в лесу можно быстро изготовить коробку из березового пласта. Их форма и способы крепления бывают различными в зависимости от того, что имеется под рукой. Это может быть берестяная лента, прутики и пр. На севере такие поделки называют чуманами (чуманками).

...

В зависимости от конкретной обработки бересты, мастер подбирает инструмент. При плетении это кочедык и зажимы, при работа с берестяными пластами добавляются пробойники. Каждый мастер имеет свои предпочтения.

Лоток (вариант 1)

Вам потребуется

Берестяной пласт толщиной 1–1,5 мм, шириной 120 мм, длиной 320 мм, ножницы или нож.

Ход работы 1. На пласте бересты наметьте какие-либо размеры, например те, что даны на выкройке (рис. 124), но они могут быть любыми в зависимости от имеющегося под рукой материала.

Рис. 124. Выкройка лотка (размеры указаны в миллиметрах) (вариант 1)

2. Вырежьте прямоугольник, определите линии сгибов. Можно обозначить их, прочертив прутиком.

3. Сначала загните вверх длинные боковые стороны, потом поставьте вертикально и торцевые стороны, направьте их вниз, чтобы они обхватили две предыдущие стенки.

4. Чтобы коробка сохраняла свою форму, необходимо придерживаться условия: свободные концы боковых стенок не должны быть шире самого изделия, а длинные боковые стены должны быть примерно в 2,5 раза больше высоты коробки.

Лоток (вариант 2)

Вам потребуется
Квадратный пласт бересты любого размера, берестяная лента толщиной 1 мм, шириной 0,5 мм, произвольной длины, ножницы нож, шило или пробойник, карандаш, зажимы.
Ход работы

1. Положите заготовку лицевой стороной вверх.

2. Наметьте одинаковые по длине линии по углам квадрата, по которым материал надо разрезать.

3. По периметру квадрата и по краю ленты проделайте отверстия.

4. Соберите заготовку, заведя бересту по углам друг за друга и зафиксировав это зажимами.

5. Приложите к внешней стороне коробки берестяную полосу и прошейте ее и стенку тонкой ленточкой.

Лоток (вариант 3)

Вам потребуется
Прямоугольный берестяной пласт произвольного размера, берестяная лента толщиной 1–2 мм, шириной 20 мм, произвольной длины, клей «Момент», ножницы, нож.
Ход работы 1. Начертите на бересте развертку лотка (рис. 125).

Рис. 125. Развертка лотка

2. По намеченным линиям выполните разрезы, отогните стенки, стараясь их не поломать, и пропустите сквозь них берестяную полосу, концы которой скрепите прутиком или подклейте. 3. Готовый лоток представлен на рисунке 126.

Рис. 126. Лоток (вариант 3)

Миска

Вам потребуется
Пласт бересты размером 250 × 250 мм, толщиной 4–5 мм, берестяная полоска толщиной 1–2 мм, шириной 10 мм, сосновый корень, ножницы, шило.
Ход работы

1. Положите пласт бересты лицевой стороной вверх. При этом чечевички на ней должны располагаться вдоль изделия. Чтобы избежать появления трещин, материал подержите в горячей воде.

2. Наметьте необходимые линии согласно выкройке.

3. Согните бересту в смежных углах, попарно направьте их навстречу друг другу и закрепите их зажимами.

4. Берестяную полоску проложите как с внешней, так и с внутренней стороны и, проделывая отверстия шилом, сшейте изделие расщепленным сосновым корнем.

5. При желании миску можно превратить в лукошко. Достаточно прикрепить к ней ручку. Для нее надо иметь берестяную ленту толщиной 2 мм, шириной 30 мм и такой длины, чтобы можно было ее 2–3 раза протянуть от одной стороны к другой, пропуская под расщепленный прутик, который после этого надо пришить крестиком к изделию.
6. Для прочности прошейте ручку сосновым корнем крестиком.

...

Художественная обработка бересты – это часть традиционной культуры разных народов. В том, какие предметы и в какой технике декорируются, раскрывается национальное своеобразие народа.

Блюдо

Вам потребуется

Два берестяных пласта размером 200 × 200 мм, толщиной 2 мм, берестяные полосы толщиной 2 мм, шириной 60 мм, длиной 1600 мм, берестяная лента толщиной 1 мм, шириной 0,5 мм, произвольной длины, картон, копировальная бумага, ножницы, пробойник, нож-резак, прорезная доска, нож-косяк, стамески, зажимы.

Ход работы 1. Начертите выкройку для изготовления боковых стенок (рис. 127).

Рис. 127. Выкройка боковой стенки

2. Переведите выкройку на бересту (восемь деталей). На четыре из них переведите через копировальную бумагу узор, предложенный или придуманный самостоятельно, выполните его в технике прорезной резьбы (рис. 128).

Рис. 128. Узор для блюда

3. Вырежьте стенки, соедините их попарно, зафиксируйте зажимами. Чтобы узор читался, нижнюю сторону можно повернуть изнаночной стороной.

4. Между пластами бересты размером 200 × 200 мм проложите картон, скрепите их зажимами.

5. Пробойником по краям деталей выполните одинаковые отверстия.
6. Соберите изделие: пришейте узкой ленточкой стенки к донышку, выполните боковые швы, в последнюю очередь обшейте края стенок блюда (рис. 129).

...

В Якутии изделия из бересты комбинируют с другими материалами. Например, на туеса надевают пояса и фиксируют их с помощью обручей из расщепленного прутика, которые оплетают конским волосом в виде орнамента.

Рис. 129. Блюдо

Салфетница

Вам потребуется
Два пласта бересты размером 120 × 120 мм, толщиной 3 мм, полоска бересты и трехслойной фанеры длиной 120 мм, шириной 30 мм, берестяная лента толщиной 1 мм, шириной 0,5 мм, произвольной длины, клей «Момент», копировальная бумага, ножницы, нож-резак, нож-косяк, стамески, прорезная доска, циркуль, карандаш.
Ход работы

1. На берестяных пластах циркулем начертите окружности радиусом 60 мм, разрежьте их пополам.
2. На две половинки перенесите узор для прорезной резьбы (рис. 130) и выполните его, после чего круги вырежьте.

Рис. 130. Узор для декорирования салфетницы

3. Соедините детали попарно и сшейте, прокалывая шилом отверстия.

4. На одну из сторон фанеры наклейте полоску бересты. Это будет донышко салфетницы.
5. Приклейте стенки к основанию (рис. 131).

Рис. 131. Салфетница

Ножны

Вам потребуется
Берестяная полоса толщиной 2–3 мм, произвольного размера; сосновый корешок; две березовые пластины толщиной 5 мм произвольной длины и ширины; тесьма; нож, ножницы, пробойник.
Ход работы

1. Чтобы нож не прорезал ножны, в них нужно вложить деревянный футляр. Его размер зависит от величины ножа, но в любом случае ширина и длина заготовок должна быть больше ножа на 8–10 мм.

2. На одну из пластин положите лезвие ножа, обведите его и выберите в древесине канавку, соответствующую ширине лезвия. Стяните пластины тесьмой (скотчем).

3. Обхватите берестой пластины, разметьте линию шва. Отступив от нее на 3–4 мм, срежьте лишний материал.
4. Прежде чем сшивать ножны, способом выскабливания нанесите на них рисунок, например пантеры.

...

Из бересты изготавливали рожки и дудки, которые использовались охотниками для подачи условных сигналов друг другу. Пастухи таким способом корректировали движение своего стада.

5. На линию шва с обеих сторон изделия положите расщепленный сосновый корешок и сшейте ножны швом «через край».

6. Прошив три четверти шва в верхней части ножен, наложите поясок, который повысит прочность изделия, и закончите шитье. Для надежности обшейте таким же швом и верхний край ножен.

7. В пояске пробейте отверстие и вставьте в него кожаный шнурок.

Козырек (вариант 1)

Вам потребуется

Берестяная полоса толщиной 2 мм, шириной 30 мм, произвольной длины, берестяная полоса толщиной 2 мм, шириной 120 мм, длиной 150 мм, берестяная лента толщиной 1 мм, шириной 0,5 мм, произвольной длины, ножницы, пробойник.

Ход работы 1. Скроите ободок и козырек по выкройке, данной на размер 55 (рис. 132). Переднюю сторону ободка можно сделать немного шире.

Рис. 132. Выкройка козырька

2. По обеим сторонам ободка и козырька пробейте отверстия.

3. Соберите детали, пришив сначала козырек к ободку, потом сшив боковые стенки ободка сзади. В последнюю очередь прошейте ободок по верхнему краю.

Козырек (вариант 2)

Вам потребуется
Берестяной пласт толщиной 2 мм произвольной ширины и длины, берестяная полоса толщиной 2 мм, шириной 120 мм, длиной 200 мм, берестяная лента толщиной 1 мм, шириной 0,5 мм, произвольной длины, ножницы, пробойник.
Ход работы 1. Скроите ободок и козырек (они должны быть двойными) по выкройке, данной на размер 55 (рис. 132). Выкроите шесть клиньев (рис. 133).

Рис. 133. Выкройка клина

1. Центральный треугольник украсьте рисунком или эмблемой (рис. 134), исполненными способом тиснения или выжигания.

Рис. 134. Эмблема на козырек

2. Сложите все детали попарно и соберите изделие, которое в готовом виде должно выглядеть так, как показано на рисунке 135. Клинья соедините в процессе выполнения шва.

...

С березами связано немало примет: если из нее течет много сока – к дождливому лету; листья на березе появились раньше, чем на ольхе, – к засушливому лету.

Рис. 135. Козырек (вариант 2)

Рубашка для фляжки

Вам потребуется
Фляжка, берестяной пласт соответствующего размера, клей «Момент», ножницы, электровыжигатель, карандаш.
Ход работы

1. Примерьте берестяной пласт на фляжку и подкорректируйте его, если будет необходимо. Рубашка должно плотно обтягивать предмет и соединяться встык.

2. На бересту перенесите любой рисунок. Это может быть фрагмент картины любимого художника или ваша собственная зарисовка. Обведите ее с помощью электровыжигателя.

3. Наклейте подготовленную бересту с рисунком на фляжку.

Блокнот

Вам потребуется
Обрезки бересты толщиной 2–3 мм, два берестяных пласта размером 110 × 80 мм, берестяная лента толщиной 1 мм, шириной 0,5 мм, произвольной длины, заготовка для блокнота на пружине, ножницы, пробойник.
Ход работы

Если есть целый берестяной пласт, то для лицевой и изнаночной сторон блокнота можно использовать и его, продумав для этого случая декор изделия.

1. Кусочки бересты скомпоновать по размеру и рисунку, сшить два пласта размером 110 × 80 мм и набор инструментов.

2. Скомбинированный из кусочков бересты пласт положить лицевой стороной вниз, на него целый пласт бересты – лицевой стороной вверх, пробить отверстия по трем внешним сторонам, обшить берестяной ленточкой. То же самое сделать для нижней стороны блокнота. В результате должны получиться две обложки.

3. Пробить в заготовках для обложки квадратные отверстия.

4. Снять с блокнота пружину, после чего поместить его между берестяными обложками и зафиксировать пружиной снова.
Готовое изделие представлено на рисунке 136.

Рис. 136. Блокнот в закрытом и в открытом виде

Рамка для фотографии

Вам потребуется
Два берестяных пласта размером 130 × 110 мм, толщиной 3 мм, берестяная лента толщиной 1 мм, шириной 0,5 мм, произвольной длины, копировальная бумага, клей ПВА или «Момент», нож-косяк, стамески, карандаш, шило, чеканы, ножницы с зубчатым режущим краем.
Ход работы

1. Подобрать или разработать рисунок для рамки, украшенной прорезной резьбой.

1. На прорезную доску положить один из берестяных пластов, перевести на него через копировальную бумагу рисунок для рамки и вырезать его. Украсить рамку с внутренней стороны тиснением и зубчиками

2. Наложить рамку на изнаночную сторону второго пласта лицевой стороной вверх, сшить с трех сторон, прокалывая шилом отверстия и оставив открытой верхнюю сторону, чтобы вставлять фотографию.

Вместо фотографии в полученную берестяную рамку можно вклеить зеркало.

Пояс

Вам потребуется
Обрезки бересты толщиной 2–3 мм, тонкий кожаный шнурок произвольной длины, берестяная ленточка толщиной 1 мм, шириной 0,3 мм, произвольной длины, ножницы, шило.
Ход работы

1. Из обрезков заготовьте квадратики размером 20 × 20 мм.

2. Сшейте их по периметру, прокалывая шилом отверстия. Предварительно помещайте между ними два шнурка нужной длины, завязывая на них узелки.

3. Концы шнурка украсьте кручеными бусинами.
Готовое изделие представлено на рисунке 137.

Рис. 137. Пояс

Кулон (вариант 1)

Вам потребуется
Поделочный камень треугольной формы, кусочки пластовой бересты толщиной 2 мм, размером 70 × 70 мм, берестяная лента толщиной 1 мм, шириной 0,3 мм, произвольной длины, тонкий кожаный шнурок в тон бересте, клей «Момент», ножницы, пробойник, чеканы.
Ход работы

1. Из кусочков бересты вырежьте разные геометрические фигуры, например треугольники. Лицевую сторону одного из них украсьте тиснением.

2. Сложите их вместе, пробейте отверстия и обшейте ленточкой.

3. В центр приклейте камень.

4. В отверстия проденьте шнурок.

Кулон (вариант 2)

Вам потребуется
Пластовая береста размером 25 × 25 мм, толщиной 5 мм, берестяная лента толщиной 1,5 мм, шириной 0,5 и 0,3 мм, произвольной длины, обрезки берестяных лент, узкий кожаный шнурок, поделочный камень, клей «Момент», ножницы, пробойник.
Ход работы

1. Изготовьте оправу для камня. Для этого берестяную ленту толщиной 0,3 мм сверните в несколько слоев, придав форму камня. Склейте слои и вместе с камнем наклейте на берестяной квадратик.

2. Из берестяной ленты толщиной 0,5 мм выполните оправу для основания. При этом действуйте так же, как при изготовлении оправы для камня.

3. В углах основания проделайте отверстия, проденьте сквозь них берестяную ленту шириной 0,3 мм и прикрепите квадратик к кругу, причем они должно вплотную подходить друг к другу.

4. Прикрепите кожаный шнурок, украсив его кручеными бусинами шириной не более 10 мм.

Заколка (вариант 1)

Вам потребуется
Пластовая береста толщиной 5–7 мм, палочка для застежки, клей «Момент», лак, ножницы, нож, пробойник, шило.
Ход работы

1. Из толстой бересты вырежьте заготовку соответствующей формы.

2. Ножом проделайте в ней несколько параллельных надрезов, не доходя до края будущей заколки. Произвольно переплетите их и закрепите это поперечной полоской, продернутой и подклеенной с обратной стороны.

3. Выполните по бокам по одному отверстию такого диаметра, чтобы в них проходила палочка. Для украшения последней вырежьте заготовку для крученый бусины и накрутите ее на конец палочки, кончик зафиксируйте клеем.
4. Покройте готовое изделие лаком (рис. 138).

Рис. 138. Заколка (вариант 1)

Заколка (вариант 2)

Вам потребуется
Заколка-автомат, берестяной пласт толщиной 5–7 мм, шириной 30–40 мм, длиной 75–80 мм, берестяная лента толщиной 2 мм, шириной 15–28 мм, длиной 79–75 мм, клей «Момент», нож-резак, стамески, ножницы, прорезная доска.
Ход работы

1. На полосе бересты выполните узор в технике прорезной резьбы.
2. Наклейте декоративную полоску на берестяной пласт. Снизу к нему приклейте заколку-автомат.

Иллюстрации

Content

Преображенская Вера Николаевна Поделки из бересты

Вера Николаевна Преображенская Поделки из бересты

Предисловие

БЕРЕСТЯНАЯ ГРАМОТА

Заготовка, обработка, хранение растительного сырья

Инструменты и приспособления

Техники работы с берестой

Декорирование изделий

ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕРЕСТЫ

Плетеные изделия

Сшивные изделия

Поделки из берестяного пласта

Иллюстрации